日本金属学会会報

■
■

■

57

http://jim.or.jp/

入門講座

平成30年 9 月 1 日発行（ 毎月 1 回 1 日発行）

Vol.57 No.9 ISSN 1340-2625

ミニ特集「熱力学計算による構造材料の設計と展開」

拡散接合 その１―拡散接合の現状と拡散接合の実用例―

秋期講演大会プログラム（別冊付録）

MTERE2 57（9）419〜470（2018）2018

http://www.jim.or.jp/journal/m/（←まてりあ記事オンライン）

http://www.jim.or.jp/journal/m/

2018
Vol.57
No.9

ミニ特集「熱力学計算による構造材料の設計と展開」
企画にあたって

水本将之 ……………………………………………………………………………419

Cu 基合金の熱力学データベース構築と構造材料開発への応用

大沼郁雄 …………420

非鉄系合金における熱力学計算連携によるフェーズフィールド法組織形成予測
野本祐春……………………………………………………………………………………………………426

高強度鋼板におけるフェライト変態の制御と熱力学計算
林宏太郎

齋藤真衣……………………………………………………………………………………431

高精度 FEEPMA と拡散律速型変態ソフトによる 2 相域焼鈍中の鋼中炭素の分配挙動の解析 山下孝子 ……………………………………………………………………………435
熱力学計算を利用した真空浸炭材の炭素濃度分布予測および合金設計
石倉亮平……………………………………………………………………………………………………439

拡散接合

入門講座

その 1―拡散接合の現状と拡散接合の実用例―

大橋

修 ………………443

最近，拡散接合法で組み立てられた微細な中空構造部品が数多く実用化．
「拡散接合とは」に始まり，「本法の特徴」，「研究と実用化の動向・ポイント」などを解説．

実学講座

米国大学技術移転事情 ～Provisional Application を利用した米国式マーケティン
グ～ 星 エリ ……………………………………………………………………………………………448

談話室

職業訓練指導員(愛称テクノインストラクター)募集中

研究室紹介

室蘭工業大学

環境調和材料工学研究センター

北正彦 …………………451

水素機能材料学研究室

亀川厚則……………………………………………………………………………………………………452
本会記事

会告 ………………………………………………453

次号予告 …………………………………………464

支部行事 …………………………………………460

書評 ………………………………………………464

掲示板 ……………………………………………461

新入会員 …………………………………………465

会誌・欧文誌 9 号目次 …………………………463

行事カレンダー …………………………………467

まてりあ・会誌・欧文誌の投稿規定・投稿の手引・執筆要領，入会申込書，刊行案内はホームページをご参照下さい．
http://jim.or.jp/
今月の表紙写真

銅鉄基合金のアトマイズ粒子．マランゴニ効果により鉄リッチ相の液相分散粒子が移動，合体，粗大化する過程．
(大沼郁雄本号423頁 図 7 より抜粋)

表紙デザイン北野玲

複写をご希望の方へ

本会は，本誌掲載著作物の複写に関する権利を一般社団法人学術著作権協会に委託しております．本誌に掲載された著作物の複写をご希望の方は，(一社)学術著作権協会より許諾を受けて下さい．但し，企業等法人による社内利用目的の複写については，
当該企業等法人が社団法人日本複写権センター((一社)学術著作権協会が社内利用目的複写に関する権利を再委託している団体)と包括複写許諾契約を締結している場合にあっては，その必要はありません．
（社外頒布目的の複写については，許諾が必要です．
）
権利委託先 一般社団法人学術著作権協会〒1070052 東京都港区赤坂 9
6
41 乃木坂ビル 3F FAX 03
3475
5619 E
mailinfo＠jaacc.jp http://www.jaacc.jp/
複写以外の許諾（著作物の引用，転載，翻訳等）に関しては，直接本会へご連絡下さい．

前

1

前

2

前

3

前

4

前

5

企画にあたって水

近年の電子計算機および情報処理技術の加速度的な進歩
は，計算科学シミュレーションの世界においても，適用範囲の拡大と高精度化に目覚しい発展をもたらしている．材料分
野における研究開発についても例外ではなく，計算科学シミュレーションの大規模化と高精度化により，膨大な組み合わ
せの合金組成の中からコストと時間をかけて有望な合金組成を絞り込む従来の試行錯誤的手法から，第一原理計算や熱力学計算などの各種シミュレーションを活用することによって合金の組織形成過程や物性発現機構を理解し，有望な合金組
成や組織の効率的な発見と検証へとつなげる計算科学的手法への転換が進み，それにより多くの新規物質の発見や材料の高機能化が達成されている事実からみても，計算科学的手法
は現在の材料設計において必要不可欠なツールとなったと言える．計算科学的手法は，適用する物質のサイズと対象とする現象の時間スケールによって分類されるが，その中でもマクロスケールでの組織形成や物質移動のシミュレーションが可能な熱力学計算は，熱力学データベースの充実化と熱力学モデルの高度化により，鉄鋼材料をはじめとした多くの構造用材料の研究開発に応用されて成果をあげており，様々な学術団体で注目されているマテリアルズインテグレーションの推進の観点からも，今後ますます重要になると考えられる．
そこで本ミニ特集では，「熱力学計算による構造材料の設計と展開」と題して，専門家から熱力学計算を用いた合金組織の予測と実用構造用材料の研究開発への応用事例について解説していただいた．さらに，各企業における鉄鋼材料を対象とした材料設計や組織予測への熱力学計算の適用事例および成果について解説していただいた．
はじめに，非鉄材料系の構造用材料への適用事例について解説していただくために 2 件の記事を集めた．大沼郁雄 教
授(物質・材料研究機構)には，「 Cu 基合金の熱力学データ
ベ ー ス 構 築 と 構 造 材 料 開 発 へ の 応 用 」 と 題 し て ， CALPHAD 法による Cu 基合金の特性に及ぼす添加元素の影響の予測と高効率実験手法を併用することで，迅速かつ精緻な合金設計を可能にし，新規 Cu 基合金の開発に成功した事例について，熱力学モデルの基礎理論を踏まえて紹介していた
だいた．次に，野本祐春氏(伊藤忠テクノソリューションズ)には，「非鉄系合金における熱力学計算連携によるフェーズ
フィールド法組織形成予測」として，熱力学データベースと連携させたフェーズフィールド法を用いることによる非鉄材

本

将

之

料の様々な時間スケールにおける凝固現象に伴う組織形成の正確な予測について，いくつかの事例を挙げて紹介していただくと共に，熱力学データベース連携フェーズフィールド法の現状と課題について解説していただいた．続く 3 件は，非鉄材料系と比較して熱力学計算を援用した材料設計の事例が豊富な鉄鋼材料への適用事例についての記事である．林宏株 )には，太郎氏ら(新日鐡住金「高強度鋼板におけるフェラ
イト変態の制御と熱力学計算」と題して，高強度鋼板における連続冷却中の a 変態挙動に及ぼす添加元素の影響を熱力学計算により理解するアプローチについて紹介していただ
き，合金設計への熱力学計算の有用性について解説していた株 ) に は ，「 高 精 度 FE 
だ い た ． ま た ， 山 下 孝 子 氏 ( JFE 
EPMA と拡散律速型変態ソフトによる 2 相域焼鈍中の鋼中炭素の分配挙動の解析」と題して，熱力学ソフト Thermo 
Calc のサブルーチン機能である拡散律速型変態ソフト DICTRA を用いた鋼の 2 相域焼鈍初期の炭素の分配挙動の予測について，微小領域での高精度な炭素分析を可能にしたFE EPMA による分析例との比較とともに紹介していただ
株 )には，
いた．さらに，石倉亮平氏(大同特殊鋼
「熱力学計
算を利用した真空浸炭材の炭素濃度分布予測および合金設計」として，熱力学計算による真空浸炭機構の解明とそれに基づいたエッジ部での過剰浸炭を克服した真空浸炭用鋼材の合金設計について紹介していただいた．
本ミニ特集により，本学会会員に熱力学計算による構造材
料設計の現状および将来展望についての理解を深めていただ
き，構造材料のみならず材料全般の研究開発の迅速化の一助となることができれば幸いである．
最後に，本特集を企画するにあたり，ご多忙にもかかわらず執筆を快諾して頂いた先生方および企画の実現に多大なご尽力を頂いた第 5 分科 2 グループの編集委員の皆様に，この場を借りて心より御礼申し上げます．
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2000年 九州大学大学院工学研究科博士後期課程修了
2000年 長崎大学工学部 助手
2009年 岩手大学工学部 准教授
2016年 9 月 現職
専門分野鋳造工学，金属基複合材料◎金属基複合材料の製造プロセスおよび特性評価に関する研究を中心に異材接合界面の新規応用技術の開
発に従事．

水本将之

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

岩手大学理工学部物理・材料理工学科教授(〒0208551 盛岡市上田 4
35)
Preface to Special Issue on Application of Thermodynamic Calculation to Microstructure Design of Structural Materials; Masayuki
Mizumoto(Department of Physical Science and Materials Engineering, Iwate University, Morioka)
Keywords: CALPHAD (computer coupling of phase diagrams and thermochemistry), thermodynamics, multiphase field method, quasi
equilibrium, phase transformation, Cu alloy, steel, carburizing mechanism
2018年 7 月17日受理[doi:10.2320/materia.57.419]

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia JapanCu 基合金の熱力学データベース構築と構造材料開発への応用
大

.

は じ

め

沼

郁

雄

に

銅合金は優れた熱・電気伝導性と強度を兼備するためにコネクターやリードフレームなどの電子機器に利用されている．近年，電子機器の小型軽量化に伴い，銅合金の更なる高強度化と高導電性化が求められており，高効率で短期間の材料開発手法が検討されている．銅合金の特性を最適化するためには，固溶強化や析出強化などの強化機構や導電率におよ
ぼす添加元素の影響，再結晶や粒成長におよぼす析出粒子のピン止め効果など組織形成への影響を添加元素の種類毎に正確に把握する必要がある．図に代表的な銅合金における導電率と引張強度の関係を示した(1)．Ti や Be は銅合金の高強度化に大きく寄与し(2)(3)，Cr や Zr は高導電性を維持しつつ純銅の倍程度の強度を付与する(4)．Ni と Si を複合添加した

図1

Cu 基合金の導電率と引張強度(1)．(オンラインカラー)

コルソン系銅合金は強度と導電性のバランスに優れた材料として実用に供されている(5)．しかし，さらなる特性の向上を目指して，それぞれの添加元素の単独あるいは複合的な効果

上式において，°Gai は成分元素 i の a 相のモル Gibbs エネル

を実験により解明し，精緻な合金設計を行うためには，試料ギーを表し， Lattice Stability(7) と称され，データベース化の作製，熱処理，特性調査などに長期間かつ膨大な費用を費されている(8) ． Vaij は成分元素 i j 間の相互作用パラメータ

やすこともあるため，計算科学と高効率実験手法を併用するを表す．ヒルデブランドによる正則溶体の定義では， Vaij がことで添加元素の効果を予測し，開発に要する時間とコスト

温度 T にも濃度 xi にも依存しない定数である．しかし，実を縮減することが期待されている．本稿では，現在広く普及

用合金の状態図を精度よく計算するためには， Vaij ＝定数でしている CALPHAD(computer coupling of phase diagramsは不十分であり，Vaij を T と xi の関数，)法(6)を活用した

and thermochemistry

Cu 基合金の合金設計と材料開発について紹介する．

n

Vaij＝∑mVaij(xi－xj)m，mVaij＝aam＋bamT＋camT ln (T)＋…
m＝ 0

(2)

.



と記述し，実験データに基づき評価された定数 aam, bam, cam,

熱力学モデルと熱力学データベース構築… が熱力学データベースに収録されている． Vaij を T と xi

正則溶体モデルの関数として表した“広義”の正則溶体モデルを準正則容体

n 元系合金の置換型固溶体(液相を含む) a 相のモル Gibbs

エネルギー Gam は次式により近似される．
n

n －1

n

Gam＝∑ °
Gai xi＋∑ ∑ Vaij xi xj＋RT
i＝1

i＝1 j＝i＋1

モデルと称する．式( 2 )の組成依存の表記は Guggenheim
により考案され(9) ，後に Redlich と Kister により推奨されnxi ln xi)
(∑
i＝1

(1)

た(10)ことから，RedlichKister(RK)の多項式と称される．
式( 1 )では， 2 つの成分元素 i j 間の相互作用が考慮され

国立研究開発法人 物質・材料研究機構構造材料研究拠点 計算構造材料設計グループグループリーダー(〒 305 0047 つくば市千現121)Development and Applications of Thermodynamic Database of Cubase Structural Materials; Ikuo Ohnuma(National Institute forMaterials Science (NIMS), Tsukuba)
Keywords: Cubase alloys, CALPHAD, thermodynamic database, combinatorial experiments, liquid miscibility gap
2018年 6 月11日受理[doi:10.2320/materia.57.420]

ミ ニ 特 集ているが，3 元系以上では，3 つ以上の成分元素間の相互作

Gibbs エネルギー GA1
m を式( 1 )に示した準正則溶体モデルで用を導入することにより，実験データをより精度よく再現で記述し，L12 規則化の Gibbs エネルギーを式( 6 )に示した副きる場合があり，次式がモル Gibbs エネルギーに追加され2格子モデルの近似式から L12 規則化のエネルギー DGL1
m をる．

FCC を近似す抽出して GA1m に加え，FCC 相の全エネルギー Gmn－ 2tern.EGa＝

n－ 1

n

∑
∑ ∑ Vaijk xi xj xk
i＝1 j＝i＋1 k＝j＋1(3)

る Split Compound Energy Formalism(sCEF)が利用されている(13)．

3 元系以上の合金において，3 元相互作用パラメータに組成依存を考慮するために，Hillert

は次式を提案している(11)．

A1
L12
GFCC
m ＝ G m ＋ DG m

(7a)2SL(yI, yII)－G2SL(yI＝yII＝x )
2
DGL1
m ＝G
i
i
i
i
i

(7b)

Vaijk＝vi・iVaijk＋vj・jVaijk＋vk・kVaijk(4a)

このモデルを利用すると，これまで多くの合金系について

vn＝xn＋(1－xi－xj－xk)/3，(n＝i, j, k)(4b)

評価されてきた不規則 FCC 相( A1 相)の熱力学パラメータをそのまま利用して，規則化のエネルギーのみを新たに追加

副格子モデル(12)と規則不規則変態

することにより，L12 規則状態のモル Gibbs エネルギーと相上述した正則溶体モデルは，置換型の固溶体(液相を含む)平衡等が計算できる．著者らは熱力学量や状態図の文献デーを取扱う場合には非常に使い勝手がいいが，IIIV あるいは

タや自ら行った相平衡の実験値を利用して，上述した自由エIIVI 化合物半導体のように，価数の異なる原子がそれぞれネルギーを計算するためのパラメータを評価し， Cu 基合金

異なる格子位置に配置する場合や，固体鉄中の炭素原子のよの熱力学データベースを構築した．その詳細については文献

うに，侵入位置に固溶する侵入型固溶体等の Gibbs エネル

を参照されたい(14)．

ギーが適切に記述できない．このような場合には，結晶を構成する格子を複数の副格子に分割し，それぞれの副格子内で

.

正則溶体に準じた混合エンタルピーと混合エントロピーを導出することにより，次式のように Gibbs エネルギーが記述できる．((A, B)m(C, D)n の 複合化合物 1 モル(原子数は m＋n モル)のエネルギー )I II
G＝GAmCn yIA yIIC＋GBmCn yIB yIIC＋GAmDn yIA yII
D ＋GBmDn yB yDCu 基合金の熱力学データベースを利用した材料
開発
コンビナトリアル実験手法による析出強化型 CuNi
Al 高強度銅合金の開発(1)図に著者らが構築した Cu 基合金の熱力学データベー

II I III
II IIm(LAB:C yII
C ＋LAB:D yD)yA yB＋n(LA:CD yA＋LB:CD yB)yC yDス(14)を利用して計算した CuNiAl 3 元系の(a)900°
Cと(b)

II
II
II
＋RT{m(yIA ln yIA＋yIB ln yIB)＋n(yIIC ln yC ＋yD ln yD)} ( 5 )500°
Cの等温断面状態図を示す(1)．900°
C の高温では FCC 構

上式において，GXmYn は化合物 XmYn の Gibbs エネルギー，造の Cu に Ni と Al が相当量固溶するが， 500 °C では固溶度yNi は副格子 N 中の成分元素 i のモル分率( site fraction )，が大きく低下する．溶体化温度(900°C以上)と時効熱処理温

Lij:k と Lk:ij は一方の副格子を元素 k が占有した状態でのもう度( 500 °C 以下)における Ni と Al の固溶度の差，さらに，一方の副格子内における i j 間の相互作用パラメータを表FCC の Cu ( a ＝ 0.36078 nm )との微細整合析出が期待できる

し，通常，式( 2 )と同様の温度と濃度依存が導入される．

Ni3Al (a＝ 0.35720 nm )を析出相に選択すL12 規則構造の g′

副格子モデルを利用して，基本構造が FCC の A1 / L10 /る合金設計により，析出強化型 CuNiAl 高強度銅合金が開L12 / E21 や BCC の A2 / B2 / D03 / L21 などの規則相の Gibbs

発されている(1)．計算状態図から，溶体化後の時効熱処理時

エネルギーが記述できる． 2 つの副格子 I と II を用いて，に g′
Ni3Al 化合物が析出する領域が合金組成の候補となる

A B 2 元系の L12 規則相(原子数 1 モル)のモル Gibbs エネ

が，その領域から強度と導電率のバランスを最適化した合金

2
ルギー GL1m を記述する場合，式( 5 )において m ＝ 3 / 4, n ＝を探索するため，拡散トリプルを利用したコンビナトリアル

1/4, C＝A, D＝B と置き換えて式を整理すると，実験手法(15)(16)を活用した．図(a)のように，それぞれ高周

I II
I II
I II
I II
2
GL1
m ＝GA3/4A1/4 yA yA＋GB3/4B1/4 yB yB ＋GA3/4B1/4 yA yB ＋GB3/4A1/4 yB yA＋

3
I I II(LAB:A yIA yIB yII
A＋LAB:B yA yB yB )4＋

1
I II II(LA:AB yIA yIIA yII
B ＋LB:AB yB yA yB )4

(以下全て mass)を加圧接合し，1000°
Cで60 d 長時間熱処
理し Cu, Ni および Al を広範囲にわたり拡散させることによ(6){ 34 (y ln y ＋y ln y )1＋ (y ln y ＋y ln y )
}
4
＋RT

II
A

I
A

I
A

I
B

II
A

II
B

II
B

波溶解炉で作製した Cu, Cu 30Ni および Cu20Al 合金

IBり，図 3( b )に模式的に示したような連続した濃度勾配を有する CuNiAl 組成傾斜試料の溶体化材を作製した．この試料に 500 °C で 6 h, 12 h および 18 h の時効熱処理を施した．
作製した CuNiAl 組成傾斜試料の溶体化材と時効材に対して，試料全面にわたりマイクロビッカース硬さ試験機により硬さを測定し，黒丸で示したように圧痕を上下に跨ぐようにが得られる．この式を利用すれば L12 規則状態のモル Gibbs

端子を配して，微小四探針抵抗測定装置により電気抵抗を測エネルギーは近似できるが，A1 不規則状態(yIi＝yIIi＝xi)のエ

定し導電率に換算した．また，赤丸で示したように，圧痕のネルギーや，A1/L12 規則不規則変態が適切に計算できない

周囲 4 点の組成を EPMA により測定して，一つの拡散トリ場合があるため，最近は FCC 相の不規則状態におけるモルプル試料から濃度・硬さ・導電率が対応した多数のデータを

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan




図2

CuNiAl 3 元系計算状態図(1)．(オンラインカラー)

図4(a)拡散・溶体化熱処理試料と(b)時効熱処理試料の硬さ分布(1)．(オンラインカラー)

1000 °C で 60 d 拡散・溶体化熱処理した試料の導電率分布から，Ni と Al の固溶量の増加に伴い導電率が一様に低下するが， 500 °C で 18 h 時効熱処理した試料では，図 5 ( b )のように導電率が概ね上昇し，硬さの尾根に対応して導電率が低下する傾向が見られた．拡散トリプルにより作製した CuNi
Al 組成傾斜試料の1000°
C溶体化材と500°
C時効材の硬さと導図3

Cu Ni Al 組成傾斜試料の作製と硬さ/導電率/濃度測定(1)．(オンラインカラー)

電率の計算状態図上の分布から，硬さと導電率を両立させるための合金設計は，高 Ni 低 Al 濃度領域の g ′析出型合金が望ましく，特に硬さが300 Hv，導電率が12IACS を超える合金組成として Cu13 Ni3 Al に最適化した．この組成測定した．実験方法の詳細は文献(16)を参照されたい．図

の合金をベースに，NiSi 系金属間化合物を第 2 の析出相と(a)に1000°
Cで60 d 拡散・溶体化熱処理した試料の硬さ分布

して強化に利用する合金設計から，図 1 に示した Cu Be 合を示した．固溶強化により Ni と Al 濃度の増加に伴い硬さ金に匹敵する高強度の CuNiAlSi 系合金を提案し，Be フが上昇する傾向が明瞭に確認できる．図 4(b)に500°
Cで18 hリーの高強度・高導電性のばね用銅系合金線 ELEMETAL

時効熱処理した後の硬さ分布を示した．図 4( a )の溶体化材

株 により開発され，光学ドライブ装(エレメタル)が日本精線

の硬さ分布と比較して，時効後の試料では硬さが上昇し，特置の光ピックアップサスペンションワイヤーなどに実用化さ＋b 3相 3 角形の g/g′
平衡に沿った g＋g′2 相領域にに g＋ g′れている(17)．

おいて硬さの尾根を形成している．一方，図( a )に示した



ミ ニ 特 集図5(a)拡散・溶体化熱処理試料と(b)時効熱処理試料の導電率分布(1)．(オンラインカラー)

液相 2 相分離を示す偏晶型計算状態図を利用した硬図6

FeCuSiC 合金粉末の卵型組織と FeCu 基合金の計算状態図(20)．(オンラインカラー)

図7

マランゴニ効果による液相分散粒子の移動と合体・粗大化(20)．(オンラインカラー)

質球状粒子分散耐摩耗部材の開発(18)(19)
液相が相分離するような偏晶合金系は，被削性の向上を目
的に鉄鋼材料に低融点の Pb が添加されるような一部の例を除けば，実用的には忌み嫌われることが多い．著者らは，図(c)と(d)の計算状態図に示したように相分離傾向が顕著な
Fe Cu 基合金の粉末をガスアトマイズ法により作製したところ，図 6(a)と(b)に示した 2 重あるいは 3 重の核と殻を有するコアシェル構造の卵型組織が得られることを見出した(20)． FeCu 基合金以外にも，計算状態図を利用した偏晶合金の探索により，各 2 元系では液相の相分離が現れないSn Al Cu や Bi Sn Cu 3 元系において，前者では Sn リッ

チ相と Al Cu リッチ相の，後者では Bi リッチ相と Sn Cu
リッチ相の液相の相分離が現れ，同様の卵型組織が形成することを確認している(21)．このような特異な組織は図(a)に示した模式図のように，状態図から予測される高温での液相の相分離により主相の液相 1 中に副相の液相 2 粒子が生成・分散し，これらの粒子が界面エネルギーと温度勾配によ

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan




図8

(Cu18Ni3Si)Fe2Mo 断面計算状態図(19)．

り駆動されるマランゴニ効果などによって移動・合体・粗大化して，最終的に内核を形成するものと考えられる．
Tanaka らは Cu 基合金の熱力学データベースを改良して計算した状態図に基づき，凝固後の特性を考慮した液相の 2相分離と液相分散粒子の移動・合体による粒径制御に着目して，自動車用エンジンのアルミ合金製シリンダヘッドに直接肉盛りされるレーザクラッドバルブシートを開発した(18)(19) ．図に Cu 18 Ni 3  Si と Fe2Mo を両端とする

図9

Cu
9Fe
7Mo
xNi
ySi 合金の肉盛り材の組織(18)．
L1 と L2 は高温で相分離した 2 種類の液相を表す．

組成断面の計算状態図を示す(19) ．アルミ合金への肉盛り材の主相には高強度，高熱伝導および良好な溶着性が，副相には耐摩耗性を付与するための適度な粒径(100 mm 程度)を有( MGI )(22)(24) や欧州の ICMEg ( Integrated

Computational

Engineering)(25)など，最新の実験・計算技術や様する高密度の硬質相が必要とされる． Tanaka らは主相をMaterials

Cu Ni Si 基合金，副相を Fe2Mo 系の Laves 相と想定し，々なソフトウェアとデータベースを活用して，高効率かつ短

図 8 の計算状態図から液相 2 相分離温度と CuNiSi リッチ

時間で材料開発を達成することを目標としたプロジェクトがの液相 1(L1)と FeMo リッチの液相 2(L2)の相分率を制御推進されている． MGI や ICMEg などにおいても，合金設

した合金設計を行った．さらに，図に示したように，Cu

計の基盤技術として CALPHAD 法の重要性が認識されておNi Si リッチの L1 相中の Ni と Si 濃度に依存して Fe Moり， CALPHAD 法は依然として多元系実用材料の開発に必リッチの L2 粒子の粒径が変化することを見出した．その後要不可欠な存在となっている．著者が在籍する国立研究開発の L2 から m 相( Fe7Mo6 )への凝固と Laves 相( Fe2Mo )への法人物質・材料研究機構( NIMS )においても統合型材料開組織変化により硬質粒子を形成させて，耐摩耗性に適した組

発・情報基盤部門(MaDIS)を立ち上げ(26)，データ科学，計織の最適化が図られている．レーザ肉盛り法は加熱温度が算科学，理論及び実験を融合させ，物質・材料研究開発のあ2000 °
C 以上に達し，凝固時間が 1 秒程度と推定される急冷り方を革新し，研究開発のスピードを大幅に加速させることプロセスであり，通常得られる晶出物はきわめて微細になるを目的に研究が進められている．拙稿が迅速な材料開発の一が，液相の 2 相分離に着目し，計算状態図を活用した合金

助になれば幸甚である．

のスクリーニングと図 7 に示した急冷中の球状液滴への分離と移動合体による硬質粒子の組織制御を考案した開発者の慧眼には恐れ入るばかりである．

本稿を執筆するにあたり，東北大学の石田清仁名誉教授と貝沼亮介教授，および豊田中央研究所の田中浩司博士(現・大同大学教授)に図面を提供戴きました．ここに深く感謝の

.

お わ

り

に

意を表します．

本稿で紹介した熱力学データベースを用いて状態図を計算

文

献する CALPHAD 法(6)は実用合金の開発に活用されるようになって久しく，成熟期を過ぎた古めかしい手法との印象も否め な い ． 近 年 ， 米 国 の Materials

GenomeInitiative( 1 ) 宮本隆史，長迫実，大森俊洋，石田清仁，貝沼亮介銅と銅合金，54(2015), 190195.

ミ ニ 特 集( 2 ) W. A. Soffaa and D. E. Laughlinb: Prog. Mater. Sci., 49(2004),
347366.
( 3 ) T. Hasegawa, Y. Takagawa, C. Watanabe and R. Monzen:
Mater. Trans., 52(2011), 16851688.
( 4 ) Q. Liu, X. Zhang, Y. Ge, J. Wang and J.
Z. Cui: Metall. Mater.
Trans. A, 37A(2006), 32333238.
( 5 ) S. Suzuki, N. Shibutani, K. Mimura, M. Isshiki and Y. Waseda:
J. Alloys and Compd., 417(2006), 116120.
( 6 ) 例えば N. Saunders and A. P. Miodownik: CALPHAD A
Comprehensive Guide, Pergamon Press, Oxford, 1998.
( 7 ) L. Kaufman: Phase Stability in Metals and Alloys, P. A.
Rudman, J. Stringer and R. I. Jaffee Eds., McGrawHill, New
York, (1967), 125.
( 8 ) A. T. Dinsdale: Calphad, 15(1991), 317425.
( 9 ) E. A. Guggenheim: Trans. Faraday Soc., 33(1937), 151.
(10) O. Redlich and A. Kister: Indust. Eng. Chem., 40(1948), 345.
(11) M. Hillert: Calphad, 4(1980), 112.
(12) M. Hillert and L. I. Staffansson: Acta Chem. Scand., 24(1970),
36183626.
(13) I. Ansara, N. Dupin and B. Sundman: CALPHAD, 21(1997),
535542.
(14) C. P. Wang, X. J. Liu, M. Jiang, I. Ohnuma, R. Kainuma and K.
Ishida: J. Phys. Chem. Solids, 66(2005), 256260.
(15) J.
C. Zhao: Prog. Mater. Sci., 51(2006), 557631.
( 16 ) 貝沼亮介，田村浩一，宮本隆史，大沼郁雄，石田清仁銅と銅合金，48(2009), 8185.
(17) http://www.nseisen.co.jp/development/devlopment002.html(18) K. Tanaka, H. Kato and T. Oshima: CALPHAD, 58(2017),

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan

5057.
(19) 田中浩司，加藤元，大島正日本学術振興会「合金状態図172
委員会」第33回研究会資料，(2017), 3637.
(20) C. P. Wang, X. J. Liu, I. Ohnuma, R. Kainuma and K. Ishida:
Science, 297(2002), 990993.
(21) I. Ohnuma, T. Saegusa, Y. Takaku, C. P. Wang, X. J. Liu, R.
Kainuma and K. Ishida: J. Electronic Mater., 38(2009), 29.
(22) G. B. Olson: Scripta Mater., 70(2014), 12.
(23) L. Kaufman and J. Agren: Scripta Mater., 70(2014), 36.
(24) G. B. Olson and C. J. Kuehmann: Scripta Mater., 70(2014),
2530.
(25) http://www.icmeg.euproject.info/(26) http://www.nims.go.jp/research/MaDIS/★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

大沼郁雄

1993年 東北大学大学院工学研究科博士課程前期課程修了
1993年 東北大学工学部材料物性学科助手
2000年 博士(工学)(東北大学)
2006年 東北大学大学院工学研究科助教授(後に准教授)2015年 国立研究開発法人物質・材料研究機構主席研究員
2016年 4 月現職
専門分野合金状態図，組織制御，計算材料科学◎合金状態図の実験的決定，熱力学データベースの開発および計算状態図を利用した合金設計等に従事．

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

非鉄系合金における熱力学計算連携によるフェーズフィールド法組織形成予測
野

本

祐

春

離を扱う“細かい格子のフェーズフィールド法( Fine

.

は じ

め

に

grid

phase field method)”の大きく 2 つの流れがあることがあまり明確に分類記述されていないために，初めて手がける研究
フェーズフィールド法(Phase field method)は，約25年前

者や技術者を混乱させる場面を度々目にする．解析したい組の小林による樹状成長計算の成功に始まり Stainbach らによ

織形成の対象がどちらに属する問題なのかを最初に見極めるるマルチフェーズフィールド法(Multiphase field method)

ことがスタート時では肝要である．

の提案から約 20 年を経過し，現在，熱力学データベース

前者の粗い格子のフェーズフィールド法は実用合金の組織(CALPHAD database)との連携計算が普通に実施されるに形成解析において擬平衡仮定を用いた拡散界面モデルを用い至って，実用組成の合金の多次元場における組織形成予測手た手法である(1)．共晶や包晶のデンドライト組織形成を含む法として確かな位置を得ている．特にマルチフェーズフィー

凝固や粒成長などの問題に多く利用されている．しかし，核ルド法はそのスタートアップの段階から市販の熱力学データ

生成については理論の枠組み外であるため，古典的核生成理

ベースとの連携を念頭に汎用化プログラムの開発が進められ論に基づいて生成頻度・密度を陽的に付加する必要がある．

たこともあり製鋼・製鉄分野での利用を中心に広がっている．

一方，細かい格子のフェーズフィールド法は界面を十分に離一方，非鉄分野では製鉄に比べて個別の市場規模が相対的散分解するため擬平衡仮定を用いる必要は無く，このため溶に小さいために計算熱力学の浸透が遅れていた．しかし，材

解度ギャップに伴う相分離の計算が可能である(2)．またマイ料設計の高精度化とスピードアップが求められる中で，近年，クロメカニクスとの連携も良く，強い結晶異方性を伴う問題

Ni 系，Ti 系，Al 系などの合金の市販データベースの充実とへの適用も良好である(3)．以下，著者らが実施した粗い格子

ともに急速に利用が進んできている．これに伴い熱力学デーのフェーズフィールド法による凝固を中心とした非鉄系材料

タベース連携フェーズフィールド法による組織形成予測への組織形成解析事例について紹介する．

期待も高まっている．

.

本稿では過去著者らが実施した非鉄系の凝固問題を中心とした組織形成予測解析について紹介する．また近年，界面での擬平衡( Quasi equilibrium )を仮定しない非平衡マルチフ

組織形成予測解析事例

Al 合金凝固組織形成(4)ェーズフィールドモデル(Nonequilibrium multiphase field

よく知られているように Al 合金鋳造では溶湯に接種剤をmodel )が提案され，今後，積層造形や電子材料系プロセス

投入することにより凝固組織の微細化と均質化をはかり良好などの非平衡の強い系での組織形成予測への適用の可能性がな機械特性を得ることが多い．接種剤として良く用いられるのが AlTiB 化合物であり TiB2 粒子が代表的である．とこ

見えてきたので，それについても簡潔に紹介する．

ろが組織微細化は接種剤の密度だけでなく，溶質の Ti 濃度

.

フェーズフィールド法には 2 種類ありも重要なファクターとなることが知られている(5)．そこでこの解析では，接種剤粒子密度と溶質 Ti 濃度の組み合わせにフェーズフィールド法には取り扱う現象の空間スケールの違いにより凝固問題を中心にミクロスケールを取り扱う“粗い格子のフェーズフィールド法(Coarse

よる凝固組織微細化効果の評価を実施した．
本問題は凝固であるため粗い格子のマルチフェーズフィー

field

ルド法を適用した．計算の実施には計算状態図プログラム

method)”とスピノーダル分解のようなナノスケールの相分

Thermo Calc(6) の熱力学データベースと連携する汎用マル

grid

phase

株 科学システム本部 嘱託(〒100伊藤忠テクノソリューションズ
6080 東京都千代田区霞が関 325 霞が関ビル)
Microstructure Evolution Prediction for Nonferrous Alloy by Phase Field Method Coupled with CALPHAD Database; Sukeharu Nomoto(Science & Engineering System Division, ITOCHU TechnoSolutions Corporation, Tokyo)
Keywords: CALPHAD database, multiphase field method, coarse grid phase field method, quasiequilibrium, aluminum alloy, solder alloy,titanium alloy, additive manufacturing
2018年 5 月 1 日受理[doi:10.2320/materia.57.426]

ミ ニ 特 集チ フ ェ ー ズ フ ィ ー ル ド 法 プ ロ グ ラ ム MICRESS を 用 い

ー ズ フ ィ ー ル ド 法 に よ る 非 平衡 計 算 を 適 用 し ， 組 成 Sn 

た(7)．しかし接種剤 TiB

2 粒子のサイズは空間離散格子サイ3.0Ag 0.5Cu ( SAC305 ) の 鉛 フ リ ー は ん だ 合 金 に お け るズに比べて大幅に小さく直接扱うことは出来ない．そこで，

Cu6Sn5 と Cu3Sn 金属間化合物生成を含む組織形成予測を行

凝固組織 a 相の平均サイズは TiB2 粒子径の密度分布と単調った．計算には前節同様 MICRESS を用いた．

な関係にあると仮定し，実験観察を基準に晶出 a 相の生成

リ フ ロ ー 条 件 と し て は 250 °C に て 60 s 保 持 後 ． 急 冷 し

核半径密度分布のキャリブレーションを実施した．図には150 °C 保持とした(9) ．領域設定は 18 mm 厚の Cu 基板状に上

TiB2 粒子の添加量が 0.12 wt の場合の溶湯中 Ti 濃度 0.01

記組成の鉛フリーハンダの溶湯が 22 mm 厚で接触している

wtと0.1 wtにおける凝固組織 a 平均サイズの実験値に対とした．計算開始直後から 30 s にかけては固液界面にて基して，a 相生成核半径密度分布を調整した結果を示す．

板 Cu が溶融し溶湯前方に向かって拡散が進む．そして 30 s

0.03 wtTiB2 粒子添加の系における a 相生成核半径密度

経過したところで界面上に Cu6Sn5 粒が生成しその後成長が分布は図 1 ( b )の 0.12 wt  TiB2 の密度の 25 に仮定した．
そして0.12 wtと0.03 wtTiB2 粒子添加における溶湯の溶
質 Ti 濃度を 0.02 wtから0.1 wtに変化させ凝固計算を実施した．図に TiB2 粒子添加量と溶質 Ti 濃度に対する凝固 a 粒組織を示す．TiB2 粒子添加量および溶湯中 Ti 濃度が高いほど粒サイズが小さくなる様子が分かる．さらに図には TiB2 粒子添加量および溶湯中 Ti 濃度に対する a 粒サイズの実験値との比較を示す．図 3 から各 TiB2 粒子添加量に対して溶湯中 Ti 濃度を変化させた場合の a 粒サイズが比較的良好に予測計算されていることが分かる．このようにフェーズフィールド法による組織予測においては，ある実験基準に対してパラメータ(本計算では生成核半径密度分布)を合わせた後，組成や温度プロファイルなどのプロセス条件を変化させて評価をする使い方が今のところ現実的である．


鉛フリーハンダ実装リフロー凝固解析(8)

環境問題から電子機器における鉛の使用が制限され，鉛フリーハンダの利用が始まってから久しい．しかし現在も接点破断によるトラブルが度々発生している．その意味ではハンダという材料は電気的な接続だけではなく構造材料としての

図2

TiB2 粒子添加量と溶質 Ti 濃度に対する凝固 a 粒
組織．

図3

TiB2 粒子添加量および溶湯中 Ti 濃度に対する a
粒サイズ．

機能も併せ持つ．鉛ハンダに比べて接点破断(リフトオフ)しやすい理由は Cu 基板との界面近傍に Cu6Sn5 などの化合物層が形成されることに起因する．よってその機械特性の評価にはまず界面における化合物形成を含む組織形成予測が重要となる．そこで熱力学データベースと連携させたマルチフェ

図1

TiB2 粒子添加量 0.12 wt での凝固 a 粒子サイズに合う a 相生成核半径密度分布の調整結果．( a )凝固 a 粒サイズの実験値と生成核半径密度分布の調整結果を用いたフェーズフィールド法計算による粒サイズの比較．( b )調整された生成核半径密度分布．

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan進む． Cu6Sn5 粒生成以降の相分布を図に示す． 60 s でのに基づく凝固理論の適用が可能であるかの判断が困難であ

急冷により溶湯 Sn は Ag3Sn 粒の晶出とともに凝固する．

り，凝固組織形成に関する数値シミュレーションによる検討

また，150°
C保持において Cu 基板と Cu6Sn5 界面間にて Cu3はあまり見受けられなかった．しかし，最近の Ti 6Al 4V

Sn 粒が析出し緩やかに成長が進む．

系での組織観察によると柱状等軸晶遷移が確認されてい図に，凝固組織の計算結果と実験との比較を示す．計算る(11) ．これは組成的過冷却に基づく凝固理論が適用できるで得られた Cu6Sn5 粒の形状および成長量が実験と比較的良可能性すなわち局所平衡仮定成立の可能性を示唆している．

く一致しているのが分かる．このような固液界面の初期非平そこで，電子ビーム加熱条件による Ti6Al4V 系の柱状等

衡の強い系においても熱力学データベースと連携したマルチ軸晶遷移の凝固組織形成解析を実施した．

フェーズフィールド法により組織形成予測が可能であること

最初に 電子ビ ーム 走査 による 温度 分布と 履歴を ，汎 用を示した．しかし，本計算法では，界面擬平衡条件を絶えずFEM ソフトウェア Abaqus を用いて求めた．この際，実験満たす必要があるため，擬平衡濃度の計算収束が不十分によ

条件に合わせて電子ビームの出力と移動速度を数種変化させる数値不安定も生じやすいことも確認された．特に工業的にて温度分布と履歴を取得した．図に FEM モデルと走査ビ

は Ni 添加による結合強度の向上などがはかられているが，ーム近傍の温度分布例を示す．積層造形法の溶融池のサイズ

それによる組織形成の違いを予測するには界面の強い非平衡は数百 mm であるという都合の良い条件から，マルチフェー

条件に対してより耐性のある解析手法が必要である．そのたズフィールド法の計算領域と重ね合わせることが可能であめの今後期待される非平衡フェーズフィールドモデルについる．よって FEM 解析で得られた温度分布と履歴をマルチフては最後に紹介する．

ェーズフィールド法計算領域場にマッピングすることで凝固

積層造形用電子ビームによる Ti 合金溶融凝固組織解析(10)計算を実施した．
図に得られた凝固組織 b 相粒分布を示す．柱状晶と等軸晶をそれぞれオレンジ色と白色で分けて表示している．入

高出力のレーザーないし電子ビームを用いた金属粉床積層

熱量が少ない条件(a)の方がより結晶粒サイズが小さくなる

造形法では，ビーム照射により生じた数百 mm 幅の溶融池の溶湯温度は数千°
C に達する．かつビームの操作速度は m / s
オーダーであり，このため凝固時の冷却速度は数十万 K / s
程度となる．当然，大きな温度勾配も生じ，非常に強い非平衡条件にあると考えられる．そのため，既存の局所平衡仮定

図4

図5



図6

電 子 ビ ー ム 走 査 温 度 場 解 析 ． ( a ) FEM モ デ ル(b)温度分布例．

図7

b 相粒分布．(a )ビーム出力 1280 W ，ビーム速度
6.4 m / s ( b )ビーム出力 420 W ，ビーム速度 0.8
m/s.

Cu6Sn5 晶出(30 s)以降の相分布変化．

凝固組織における Cu6Sn5 粒の成長量比較．(a)本計算 (b)実験観察(9)．

ミ ニ 特 集図9

相分布と C 濃度(モル分率)の時間(温度)変化．

系の繰り返し加熱条件における g a 変態の 1 次元計算を実施
し，界面移動に伴う溶質成分分配の変化が良好に算出される
図8

凝固マップ．

ことを確認した(13) ．その後ステンレス鋼 5 元系組成の初晶

d および包晶 g 晶出機能を付加した 2 次元凝固組織形成計算を実施した(14)．図には相分布と C 濃度変化を示す．界面領域での擬平衡条件を課した場合に比べ計算時間短縮だけで傾向が見られる．また，第一節の Al 合金凝固計算で用いた無く数値安定性も向上することが確認された．今後，非平衡

同様の核生成モデルを用いることで柱状晶等軸晶遷移が確の強い非鉄合金の拡散対問題や積層造形凝固組織形成予測な認される．さらに幾つかのビーム条件での時間毎の温度勾配

どへの適用も期待される．

G に対する柱状晶と等軸晶の成長速度 R の関係をプロットした凝固マップを図に示す．入熱量の高い方から低い方に

.

お

わ

り

に

 から◯
 の点の集まりとなっている．青の点は柱状
向かって◯晶を，赤の点は柱状晶を，黄色い点は柱状晶と等軸晶の混合

本稿において熱力学データベース連携のマルチフェーズフ

，◯，
成長を示す．G×R の線は一定の冷却速度を示すが，◯

ィールド法が実用合金組成の組織形成予測を可能とすること

 の集まりそれぞれが冷却速度一定の線に概ね沿っているの◯を幾つかの事例で紹介した．その際，マルチフェーズフィーが分かる．これは入熱量が少ないと，溶融池の体積が小さ

ルド法の理論の枠組みには含まれない核生成モデルを適切にく，この体積に対する固液界面面積の比が大きくなるため，組み込むことでより一層有効な組織予測ツールとなる点を強冷却速度が大きくなる．すなわち過冷度が大きくなり，古典

調しておきたい．また，アメリカのマテリアルゲノムイニテ

的核生成理論に基づき結晶粒サイズが小さくなることで理解ィアチブにおいて積極的に開発が進められているマルチスケできる．同様に，溶融池の凝固開始時は固液界面付近の温度

ール・マルチフィジックス解析システムコンセプト ICME

勾配が大きいために柱状晶が成長するが，溶融池サイズの縮(Integrated Computational Material Engineering)におい小とともに温度勾配が小さくなり組成的過冷却に基づき柱状て，計算熱力学およびそれと連携するマルチフェーズフィー

晶から等軸晶に遷移する．このように，古典的凝固理論に基

ルド法はマクロスケールの機械特性を決定するためのミクロ

づく凝固組織形成の定性的性質が本計算により再現されてい組織予測手法として重要な位置を占めている．我々は現在マることが確認された．今後さらに界面での擬平衡条件を取りルチフェーズフィールド法の広範な実用化に向けて強い非平除いた計算での検証が必要である．

衡プロセスへの適用を初め機械学習によるデータ同化の取り込みと融合などの開発を積極的に進めている．

.

非平衡フェーズフィールドモデル
最後に本稿で紹介した事例を起点に非鉄系材料分野の多く

前章の鉛フリーハンダや積層造形のプロセスのように強いのエンジニアの方々が新たに熱力学データベース連携フェー

非平衡条件までカバーする解析法の開発は今後マルチフェー

ズフィールド法に興味を示して頂けるよう著作の機会を頂いズフィールド法を広範に利用するために重要である．Stein-

たことに感謝申し上げる．

bach らにより提案された非平衡マルチフェーズフィールドモデル(12) は，粗い格子のマルチフェーズフィールド法の理

文

献論の枠組みと同様である上，界面領域での擬平衡仮定が不要であることから計算効率の点でも有利である．現在，著者らは多元系での熱力学データベース連携の計算手法の研究開発を進めている．最初に普通鋼の FeCMn 系と FeCMnSi

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan( 1 ) J. Eiken, B. Bottger and I. Steinbach: Phys. Rev., E73(2006),
066122.
( 2 ) 小山敏幸材料設計計算工学 計算組織学編 フェーズフィールド法による組織形成解析，内田老鶴圃，(2011), 5968.
( 3 ) 小山敏幸，塚田祐貴材料組織弾性学と組織形成 フェーズフ
ィールド法微視的弾性論の基礎と応用，内田老鶴圃，(2012),
5361.
( 4 ) S. Nomoto, S. Minamoto and K. Nakajima: ISIJ Inter., 49(2009), 1019
1023.
( 5 ) M. Easton and D. StJohn: Metallurgical and Materials Trans.,
30A(1999), 16251633.
( 6 ) http://www.thermocalc.com/( 7 ) http://web.micress.de/index.html( 8 ) Y. Nomura, S. Minamoto and S. Nomoto: ISIJ Inter., 50(2010), 1920
1924.
( 9 ) CY. Liua, CH. Laib, MC. Wang and MH. Hona: J. Cryst.
Growth, 290(2006), 103110.
(10) Y. Shimono, M. Oba, S. Nomoto, Y. Koizumi and A. Chiba:
Reviewed Paper of Solid Freeform Fabrication 2017, TMS,
10481057.
(11) Y. M. Ren, X. Lin, X. Fu, H. Tan, J. Chen and W. D. Huang:
Acta Mater., 132(2017), 8295.
(12) L. Zhang and I. Steinbach: Acta Mater., 60(2012), 17022710.

(13) M. Segawa, A. Yamanaka and S. Nomoto: Comp. Mater. Sci.,
136(2017), 6775.
(14) S. Nomoto, K. Mori, M. Segawa and A. Yamanaka: Reviewed
Paper of the 4th World Congress on Integrated Computational
Materials Engineering (ICME 2017), TMS, Springer, 283
292.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
2004年 3 月

野本祐春

大阪大学大学院工学研究科 博士(工学)取得
株 ［現．旭化成］
1982年 4 月 旭化成工業
株 本田技術研究所
1985年 7 月 
財 超電導工学研究所 主幹研究員
2004年 4 月 株 エ2005 年 12 月 伊藤忠テクノソリューションズ
グゼクティブエンジニア
2018年 4 月現職
専門分野計算材料組織学，材料工学，計算工学◎材料熱力学データベース連携フェーズフィールド法
計算手法の研究を主体にマルチスケール ICME 技術開発に従事．

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ミ ニ 特 集

高強度鋼板におけるフェライト変態の制御と熱力学計算
林

宏太郎
齋
1)

藤

真

衣

NPLE 境界にほぼ一致する(23) ．これらの研究によれば，高

.

は じ

め

に

強度鋼板の a 変態を制御するためには，a の成長モードを解析し，添加元素の濃度と熱処理の冷却条件を決定するアプロ

高強度鋼板は様々な自動車用部品に使用されている(1)．高ーチが有効であると考えられる．

強度鋼板の延性を向上させるために，その合金はフェライト

本稿では，高強度鋼板のモデルとなる 3 種類の合金に関(a)とマルテンサイトからなる複合組織，あるいは，オースする a 変態挙動を調査し，熱力学計算によって，a の生成にテナイト( g )を a とベイナイトに分散させた組織に制御され及ぼす Mn および Si の影響を解析した結果を紹介する．

る(2)(3) ． 前 者 は DP ( Dual Phase ) 鋼 板 ， 後 者 は TRIP
( Transformation induced plasticity )鋼板と呼ばれる．さら.

フェライト変態の制御と熱力学計算に，その伸びフランジ性を向上させるために，a の体積率と結晶粒径，硬さが調整される(4)(6) ．このように，高強度鋼板における a 変態の制御は重要な技術といえる．

供試材の化学組成を表に示す．以下，各化学組成の合金をそれぞれ 2Mn 合金と 3Mn 合金，3Si3Mn 合金と呼ぶ．

高強度鋼板においては，炭素( C )だけでなく，マンガンFe C 2 mass  Mn 合 金 の 縦 断 面 図 を 図  に 示 す ．

(Mn)やシリコン(Si)などの材料を強化する元素が添加されThermocalc 2016a を熱力学計算に使用した．a と g の熱力る(7) ．鉄( Fe )基の 2 元系状態図によれば(8) ， Mn と Si はそ

学データベースは TCFE8 である(24) ．図の縦軸と横軸はそれぞれ，g と a を安定にする元素であることがわかる．また，れぞれ，温度と C 濃度を示す．実線はオルソ平衡におけるFe C X 3 元系合金の実験的検討と解析的検討によれば，

a/g 相境界線を表わし，両線の間が(a＋g)の 2 相域である．

Mn は a の成長速度を低下させ，Si はその速度を増加させる

オルソ平衡においては，溶質 C と Mn は拡散し，溶媒 Fe，

ことが明らかにされている(9)(12)．さらに，Mn と Si の両元

さらに， C と Mn の化学ポテンシャルが a と g の間で等し素を含む 4 元系合金と 5 元系合金における a の成長速度もくなる． a と g における成分原子 i の化学ポテンシャルをそ

解析されている(13)(15) ．このような多元系合金における a

れぞれ，mai と mgi すれば，以下(1a)と(1b)，(1c)が成立する．

の成長は g 粒内における C の拡散律速，あるいは，Mn など

maFe＝mgFe(1a)の置換型合金元素の拡散律速に従うと考えられる．前者の成maC＝mgC(1b)

長挙動は Nopartition Local Equilibrium(NPLE)モード，後

maMn＝mgMn(1c)

者の成長挙動は Partition Local Equilibrium(PLE)モードと図の破線は PLE/NPLE 境界線を表わす．a と g の界面に呼ばれる．両モードは PLE/NPLE 境界で遷移し，その境界おいて，局所平衡が達成される，すなわち，( 1a )と( 1b )，は熱力学計算より求められる(16)(20)．
FeC
Mn と FeC
Ni 3 元系合金の等温保持実験によれば，

a 生成の上限温度は PLE/NPLE 境界の近傍である(21)．Fe
0.05 mass C2.0 mass Mn 合金と Fe0.14 mass C2.0
mass  Mn 合金の a と g における C 濃度分布の測定によれ

ば，a の成長が停留する状態は NPLE モードから PLE モー
ドの遷移過程より説明される(22) ．さらに，連続冷却中における種々合金の a 変態開始温度はその合金における PLE /表1

供試材の化学組成(mass)．

供試材

C

Si

Mn

Fe

2Mn 合金

0.10

0.01

2.0

Bal.

3Mn 合金

0.10

0.01

3.0

Bal.

3Mn3Si 合金

0.10

3.0

3.0

Bal.

新日鐵住金株式会社技術開発本部 鉄鋼研究所材料ソリューション研究部1)主幹研究員(〒2938511 富津市新富20
1)
Control of Ferrite Transformation in High Strength Steel Based on Thermodynamic Calculation; Koutarou Hayashi and Mai Saito(Integrated SteelSolution Research Lab., Steel Research Laboratories, Research & Development, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Futtsu)
Keywords: CALPHAD, HSS(high strength steel), ferrite transformation, equilibrium state2018年 5 月 7 日受理[doi:10.2320/materia.57.431]

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan




図1

FeC2 mass Mn 合金の縦断面図．

図3

種々の条件で冷却した 2Mn 合金の断面組織(a)水冷，( b ) 720 °C の等温保持，( c ) 640 °C の等温保持，(d)等温保持の条件．

両相間で等しくなるように，a と g の C 濃度が決定される．
Fe のモル分率を Mn のモル分率で除した値を n とすれば，

以下(2a)と(2b)が成立する(17)(25)(27)．
(1－n)maFe＋nmaMn＝(1－n)mgFe＋nmgMn(2a)maC＝mgC

(2b)

1000°
Cで 30 s 保持し，種々の条件で冷却した 2Mn 合金の断面組織を図に示す．図 3(a )は 1000°
C 保持後に水冷した
図2

NPLE モードと PLE モードにおける C と Mn 濃
度プロファイル( a ) NPLE モード，( b ) PLE モ
ード．

試料の組織である．組織はマルテンサイト単相であり，a は生成しなかった．図 3(b)と図 3(c)の等温保持温度 T はそれ
ぞれ，720°
Cと 640°Cである．図 3(d)に示すように，等温保持する試料は 1000°
Cで 30 s 保持された後，T まで 50°
C/s で冷却され，その温度で 1000 s 保持された．図 3(b)によれば，( 1c )が成立する場合，オルソ平衡の 2 相域における a の成720°
C の等温保持中においては， a は旧 g 粒界より生成する

長挙動は PLE/NPLE 境界線の上下で異なる．合金の温度がことがわかる．なお，a 以外の組織は等温保持後の冷却中に

PLE/NPLE 境界線より高い場合，a の成長挙動は PLE モー

生成したベイナイトとマルテンサイトであった．a の体積率

ドである．一方，合金の温度がそれより低い場合，その成長

は 1.3 vol であった．図 3 ( c )によれば， 640 °C の等温保持挙動は NPLE モードである．

中においても，a が生成することがわかる．a の体積率は 68

NPLE モードと PLE モードにおける C と Mn 濃度プロフ

volであった．このように，T が720°
C以下になると，a はァイルを図に模式的に示す． a の成長が NPLE モードで生成することがわかる．このような a の生成挙動を状態図ある場合，図 2 ( a )に示すように， Mn の拡散幅は非常に狭計算から考察する．図 1 の点線は 2Mn 合金の C 濃度を表わい．したがって，a の成長は C の拡散律速に従う．一方，aす． 2Mn 合金における a の生成上限温度は PLE / NPLE 境の成長が PLE モードである場合，図 2(b)に示すように，C界の直上であり，この結果は FeCMn 3 元系合金におけるの濃度勾配は小さい．したがって，a の成長は Mn の拡散律

従来の報告と一致する(21)．

速に従う(16)(20)．

2°
C / s で冷却した 2Mn 合金と 3Mn 合金， 3Mn 3Si 合金

図 1 の一点鎖線はパラ平衡における a / g 相境界線を表わの断面組織をそれぞれ，図(a)と(b)，(c)に示す．図 4(d)す．パラ平衡においては， Fe と Mn が固定され， C のみがに示すように，試料は 1000 °C で 30 s 保持された後，室温ま拡散することによって，C の化学ポテンシャルが a と g 間でで 2°
C/s で連続冷却された．図 4(a)によれば， 2Mn 合金に等しくなる．さらに，FeMn 固溶体の化学ポテンシャルがおいては，a は冷却中に生成することがわかる．しかし，図ミ ニ 特 集図6

FeCMn 合金における 680°
C の等温断面図．

した．2Mn 合金と 3Mn3Si 合金を冷却した場合， a 変態は
図4

2°
C / s で冷却した供試材の断面組織( a ) 2Mn 合金，(b)3Mn 合金，(c)3Mn3Si 合金，(d)連続冷
却の条件．

それぞれ， 690 °C と 750°
C から開始した．一方， 3Mn 合金を冷却した場合， a 変態は生じず，ベイナイト変態が 590°
Cから開始した．このように， Mn と Si は a 生成の制御に有効な元素であることがわかる．
Fe 0.1 mass  C 合金の a 生成に及ぼす Mn と Si の影響を熱力学計算で解析する． FeCMn 合金における 680°
Cの等温断面図を図に示す．図の縦軸と横軸はそれぞれ， Mn
濃度と C 濃度を示す．実線はオルソ平衡における a / g 相境
界線を表わし，両線の間が( a ＋ g )の 2 相域である．破線はPLE/NPLE 境界線を表わす．

冷却中の温度が680°
Cにおいては，2Mn 合金は既に a 変態
しており， 3Mn 合金は g 単相のままである．しかし，図 6によれば，2Mn 合金と 3Mn 合金はオルソ平衡の 2 相域に位置することがわかる．また，Thermocalc 2016a を用いて，

a 変態の駆動力を平行接線則から算出した(28) ．熱力学デー
タベースが TCFE 8 の場合，680°
Cにおける 2Mn と 3Mn 合
金の駆動力はそれぞれ， 360 J / mol と 300 J / mol である．
650 °C における 3Mn 合金の駆動力は 440 J / mol である．こ

図5

供試材の熱膨張曲線．

のように，駆動力の点から，a の生成を説明することはできない．ところで，PLE/NPLE 境界線は 2Mn 合金と 3Mn 合金の間に位置する．局所平衡が成立する場合， 2Mn 合金に

4(b )に示すように， 3Mn 合金においては，組織はベイナイ

おける a の成長は g 粒内における C の拡散律速であり，トを母相とし， a は生成しなかった．また，図 4 ( c )に示す

3Mn 合金における a の成長は Mn の拡散律速である．したように， 3Mn 3Si 合金においては， a は旧 g 粒界より生成がって，連続冷却中においては，合金が，a の成長が C の拡し，その a は網目状に分布した．

散律速に従う温度になると，a は生成するようになると考え

2Mn 合金と 3Mn 合金， 3Mn 3Si 合金の熱膨張曲線を図られる．また，合金の Mn 濃度が増加するに伴い， PLE /に示す．熱膨張を測定した温度条件は図 4(d )と同じであNPLE 境界線の C 濃度は減少するので， Mn は a の生成をる．図の縦軸と横軸はそれぞれ，試料長さの変化率と温度を抑制するといえる．

示す．熱膨張曲線の屈曲は加熱中の g 変態，冷却中の a とFeCSi3 mass Mn 合金における680°
Cの等温断面図を

ベイナイト，マルテンサイト変態に起因する． 1000°
C の 30

図に示す．図の縦軸と横軸はそれぞれ， Si 濃度と C 濃度s 保持によって，いずれの合金も g 単相になり， a ，あるいを示す．実線はオルソ 平衡における a / g 相 境界線を表わ

は，ベイナイト，あるいは，マルテンサイトが冷却中に生成し，両線の間が(a＋g)の 2 相域である．破線は PLE/NPLE

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan




図7

FeCSi3 mass Mn 合金における 680°
Cの等温
断面図．

境界線を表わす．合金の Si 濃度が増加するに伴い， PLE /NPLE 境界線の C 濃度は増加するので， Si は Mn と逆の傾向を示す．したがって， Si は a 生成を促進するといえ，この熱力学計算は実験結果を説明できる．

.

お わ

り

に

本稿で紹介した FeCMn 3 元系合金と FeCSiMn 4 元系合金の熱力学計算によれば，Mn は a の生成を抑制し，Si
は a の生成を促進することが定量的に理解された．したがっ て ， Mn と Si は 高 強 度 鋼 板 の 重 要 な 元 素 で あ る と い える．このように，高強度鋼板の a 変態を制御するためには，

aの成長モードを熱力学計算で解析するアプローチは有効であった．また，連続冷却中においては，合金が，a の成長がC の拡散律速に従う温度になると，a は生成することも明らかになった．熱力学計算は合金の平衡状態だけでなく，非平衡状態を解析できる．ただし，非平衡状態のミクロ組織を高精度に予測するためには，速度論的な解析も必要である(29)(30)．

文献( 1 ) 高橋 学，吉永直樹ハイテンハンドブック，自動車用材料
共同調査研究会編纂，日本鉄鋼協会，自動車技術会，(2008),
1828.
( 2 ) 高橋 学鉄と鋼，100(2014), 8293.
( 3 ) 高橋 学，末廣正芳，越智達郎，宮o康信新日鉄技報，391(2011), 2736.
( 4 ) 高橋 学，河野 治，林田輝樹，岡本 力，谷口裕一新日鉄技報，378(2003), 7
11.



( 5 ) 長谷川浩平，金子真次郎，瀬戸一洋 JFE 技報， 30 ( 2012 ) ,612.
( 6 ) 二村裕一，三浦正明，経澤道高神戸製鋼技報， 61 ( 2011 ) ,4144.
( 7 ) 潮 田 浩 作 ， 吉 村 仁 秀 ， 海 藤 宏 志 ， 木 村 謙  鉄 と 鋼 ， 100(2014), 2
13.
( 8 ) Phase Diagrams of Binary Iron Alloys, edited by H. Okamoto,ASM International, (1993), 203381.
( 9 ) H. I. Aaronson and H. A. Domian: Trans. Met. Soc. AIME, 236(1966), 781
796.
(10) M. Enomoto: Trans. ISIJ, 28(1988), 826835.
(11) M. Enomoto: Metall. Mater. Trans. A, 37(2006), 1703
1710.
(12) H.D. Wu, G. Miyamoto, Z.G. Ynag, C. Zhang, H. Chen andT. Furuhara: Acta Mater., 149(2018), 6877.
(13) T. Tanaka, H. I. Aaronson and M. Enomoto: Metall. Mater.
Trans. A, 26(1995), 561580.
(14) R. Wei, K. Kanno and M. Enomoto: Metall. Mater. Trans. A,
42(2011), 21892198.
(15) G. H. Zhang, R. Wei, M. Enomoto and D. W. Suh: Metall.
Mater. Trans. A, 43(2012), 833842.
(16) M. Hillert: Phase Equilibria, Phase Diagrams and Phase Transformations, Their Thermodynamic Basis second edition, Cambridge University Press, (2008), 311319.
(17) 榎本正人金属の相変態，内田老鶴圃，(1999), 129148.
(18) D. E. Coates: Metall, Trans., 3(1972), 1203
1212.
(19) D. E. Coates: Metall, Trans., 4(1973), 1077
1086.
(20) M. Goune, F. Danoix, J. Ågren, Y. Brechet, C. R. Hutchinson,
M. Militzer, G. Purdy, S. van der Zwaag and H. Zurob: Mater.
Sci. Eng. R, 92(2015), 138.
(21) K. Oi, C. Lux and G. R. Purdy: Acta Mater., 48(2000), 2147
2155.
(22) Z.
Q. Liu, G. Miyamoto, Z.G. Yang and T. Furuhara: Acta
Mater., 61(2013), 31203129.
(23) C. Zhang, Z. Yang, M. Enomoto, H. Chen, Z. Yang and C.
Zhang: ISIJ Int., 56(2016), 678684.
( 24 ) TCFE8 TCS Steels / Fe Alloys Database, version 8.0,
ThermoCalc Software, (2016).
(25) A. Hultgren: Trans. ASM, 39(1947), 9151005.
(26) J. B. Gilmour, G. R. Purdy and J. S. Kirkaldy: Metall. Trans., 3(1972), 14551464.
(27) 榎本正人まてりあ，54(2015), 1217.
(28) T. Nisizawa: ISIJ Int., 40(2000), 12691274.
(29) H. S. Zurob, C. R. Hutchinson, Y. Brechet, H. Seyedrezai and
G. R. Purdy: Acta Mater., 57(2009), 27812792.
(30) H. Chen and S. van der Zwaag: Acta Mater., 72(2014), 112.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
林 宏太郎
2001年 大阪大学大学院工学研究科博士後期課程修了
株 主任研究員，新日鐵住金
株 主幹研究員
住友金属工業
2014年 4 月現職
専門分野鉄鋼材料の相変態◎鉄鋼材料の組織制御研究に従事．

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

林

宏太郎

齋藤真衣

ミ ニ 特 集

高精度 FEEPMA と拡散律速型変態ソフトによる
2 相域焼鈍中の鋼中炭素の分配挙動の解析
山

下

孝

子

Equilibrium ( PLE )モードで変態が進行する時間まで保持し

.

緒

言

たものが多く，DP 鋼をはじめとする実用鋼で用いられる短時間焼鈍における変態挙動の解析例はほとんどない．

近年，自動車部材に多く用いられている高張力鋼板(ハイそこで，著者らは Fe C Si Mn 4 元系のモデル合金を用テン)に代表される高強度高延性鋼材は，強度と延性の両方

いて，溶体化後 a ＋ g 2 相域で比較的短い等温保持後の組織を向上させる必要がある．それには，強度を担うマルテンサ

を凍結した試料を作製した．それらを，C アナライザーを用

イトやベイナイトなど硬質相による鋼の生地そのものの高延

いて元素分配挙動を測定するとともに，局所平衡を前提とし性化と，残留オーステナイト相による加工誘起変態を利用した拡散律速型変態解析ソフト DICTRA(5) ( DIffusion

た伸びの向上の両方の活用が必須である．さらに，マルテン

troled TRAnsformation)を用いて相変態挙動を解析し，特にサイトやベイナイトおよび残留オーステナイトを活用して特C の分配挙動について比較した．

Con-性向上を図る場合，それぞれの相の形成機構を解明する必要があるが，それには，これら組織と炭素の分配挙動の関係を

. C アナライザーの測定精度(1)

解析することが重要である．しかしながら，現状の分析手法
では，測定中における試料表面に蓄積する炭化水素の汚染

従来，鋼中の定量分析に用いられてきた EPMA は，測定(カーボンコンタミネーション，以下コンタミと称す)の影響

時に試料表面に蓄積する炭素汚れ，すなわちコンタミのためにより，鋼の組織に対応した微小領域の微量炭素の定量は不に，炭素の定量評価が困難である．これまでは研磨など試料可能である．

前処理で試料表面に残存する汚れを極力低減することや，測そこで，著者らはこれらの問題を解決すべくコンタミを大定室内の試料直上に液体窒素の冷却トラップを設置すること幅に低減させるための特殊仕様を組み込んだ，独自の電界放で，測定中に蓄積するコンタミを低減して C を測定してき出型(Field Emission 以下 FE と略す)電子銃を搭載した電たが，従来装置では点分析でも 0.1程度の炭素分析しかで

子 線 プ ロ ー ブ X 線 マ イ ク ロ ア ナ リ シ ス ( EPMA )  FE 

きなかった．そこで，著者らは上記コンタミを大幅に低減さ

EPMA を開発した．開発した装置は，従来装置では点分析せる特殊仕様を組み込んだ独自の FE EPMA を製作するこでも 0.1程度に留まっている炭素の定量下限を，二次元分とを試みた．

布評価の場合でも 0.01 に維持できる世界初の FE EPMA

本装置におけるコンタミ低減・抑制技術は，(1)試料周辺となった．本装置C アナライザーにより，鋼板中の組織にのハイドロカーボン除去試料室および試料準備室へのプラ対応した炭素量の二次元分布(C 定量マッピング)を世界で初

ズマクリーナー装着，液体窒素トラップ装備，(2)測定中のめて可視化することに成功した(1)．

試料周辺へのハイドロカーボン蓄積抑制試料温度を100°
C

一方，鋼の相変態は炭素と他の合金元素の拡散速度が極端に保持できる FE EPMA 用加熱ステージの使用，( 3 )高感に異なり，局所平衡あるいはパラ平衡で相変態が進行するケ

度化による測定時間の大幅削減炭素用分光結晶を 3 台併ースが多いと考えられる．局所平衡の理論解析については，用，の 3 点である．

1970年代に精力的に研究されたが(2)(4)，当時は 3 元系ある

まず，測定室内の試料へのプラズマ照射によるコンタミ削

いは 4 元系の鉄基合金を g 化後，冷却して 2 相域で保持し減は，検出器先端の有機膜にダメージを与えるため EPMAた試料を EPMA などで線分析して相分配を測定していた．

に装備した実績がなかった．そこで，プラズマによるこれらの研究は十分に溶体化を実施した粗大な結晶粒を対象

EPMA 検出器へのダメージを避けるために検出器前に保護とし，しかも置換型元素の分配を観察できる Partition Local

板を設置し，照射時に検出器先端が露出しないように改造し

株 スチール研究所主任研究員(〒260
JFE スチール
0835 千葉市中央区川崎町 1 番地)
Analysis of Carbon Partitioning during Intercritical Annealing in a Low Carbon Steel by High Accuracy FEEPMA and Calculation of
Diffusion Controlled Transformation; Takako Yamashita(Steel Research laboratory, JFE Steel Corporation, Chiba)
Keywords: phase transformation, local equilibrium, paraequilibrium, phase diagram, thermodynamics, high tensile steel, intercritical annealing
2018年 5 月 7 日受理[doi:10.2320/materia.57.435]

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japanた．しかしながら，プラズマ照射しただけでは電子線照射時間増加とともに，その効果はなくなりコンタミが蓄積する．
そこで， 2 点目の技術として， EPMA では初となる加熱ス
テージを作製した．さらに，信号強度を増加させて短時間で分析を終了すればコンタミ蓄積前に測定を完了できると考. DICTRA 計算結果と C アナライザー分析値との
比較



実験

え，炭素用の分光結晶(LDE6H)を通常 1 台のところを 3 台用いた供試材は実験室で真空溶解した後熱延，冷延した搭載した．開発装置のコンタミ削減技術概要を図に示す．

Fe 0.15C 2.0Si 1.5Mn ( mass )ま たは Fe 0.20C 2.0Si 開発した C アナライザーを用いて，炭素量が既知の試料

1.5Mn ( mass )のモデル鋼で，熱処理条件を図に示す．

を定量した値と，測定日も複数でその都度試料前処理を再調

950°
Cで g 単相にした後，二相域の750°
Cまたは800°
Cで15～整して合計13回測定したときの再現性による定量精度(標準1800 s 保持後水冷した試料の L 断面を鏡面研磨し， C アナ

偏差)および検量線を図に示す．図より，C アナライザー

ライザーにて C の定量ライン分析を実施した． C アナライの 炭 素 定 量 は ， C ＝ 0.001 か ら 0.68 mass  の 範 囲 で 0.003

ザー測定条件は加速電圧 7 kV ，照射電流 5× 10－8 A で統一

mass以下の定量精度であることが明らかになった．

し，ビーム径最小(Focused)とした．これらの条件で，C の定量ライン分析またはマッピング分析を実施した．なお，C
アナライザーによる C の定量方法は，FeC 合金標準試料を用いた検量線法を用いた．


DICTRA 計算方法

本研究における拡散シミュレーションには DICTRA を用いた． DICTRA は局所平衡を前提として拡散方程式を解く
ソフトウエアであるが，拡散を伴う界面の移動や均質化などの諸現象を広く計算できるように複数のモデルが用意されている(6)．

図1

C アナライザーに搭載したコンタミ削減技術．

図2



図3

FeCSiMn モデル鋼の 2 相域焼鈍熱処理条件．

鋼認証試料中炭素量の(a)C アナライザー定量値標準偏差および(b)検量線．

ミ ニ 特 集

用いた熱力学データベースは TCFE7，拡散データベース
は MOB2 で，これらの試料の初期組織の結晶粒径が比較的粗大であることからセルの形状は矩形として，時間経過とともに g 相セルの左側から a 相が成長するように設定した．
さらに，計算を核生成を取り扱わない拡散現象に限定するために，セルの左側にあらかじめ非常に薄い(1× 10－9 m 幅)a相を設定した．セル全体の長さは g 相平均粒径の 1 / 2 の 10mm とし，750°
Cおよび800°
Cでの等温変態を1800 s まで計算

した．



計算結果と実験結果の比較

図5

Fe 0.15C 2Si 1.5Mn ( mass )モデル鋼の 750 °Cおよび 800 °C 1800 s 保持後の DICTRA 計算結果と FEEPMA による C 定量値との比較．

図6

Fe0.15C2Si1.5Mn(mass)モデル鋼750°
C, 15
s 保持後試料の( a)組織と( b) C アナライザーによる C 定量マッピングおよび( c )中心部のライン分
析結果．

図7

Fe 0.20C 2Si 1.5Mn ( mass )モデル鋼の 750 °C,
15 s 保持後試料の(a)組織と(b)C アナライザーによる C 定量マッピングおよび( c)中心部のライン
分析結果．

DICTRA の計算結果の一例として，Fe0.15C2.0Si
1.5  Mn モデル鋼の 750 °C と 800 °C 焼鈍時における a 相分率

時間変化を図( a ) , ( c )に示す．また， 0, 15, 1800 s 後の Cのプロファイル計算結果を図 4(b), (d)に示す．
これらの計算結果で g 相中の炭素量が一定となる 1800 s保持した複数の試料を用いて，C アナライザーによる相中心部の炭素濃度と DICTRA の計算結果を比較した．結果を図に示す．結果より， DICTRA の計算結果は定量精度の高
い C アナライザーの測定結果とよく一致することがわかった．比較のために，液体窒素冷却トラップと炭素分析用分光器 1 台を使用した従来 FEEPMA の測定結果も合わせて載せているが，従来の FEEPMA では炭素分析値のばらつきが非常に大きいことが明らかになった．それに対して C ア
ナライザーは，1 点の測定点に 23 試料のデータが重なっており，再現性よく同じ定量結果を示すことがわかる．
以上より，拡散律速変態を前提とした DICTRA の計算
は，変態初期における NPLE 領域の炭素分配挙動も推定で

図4

Fe 0.15C 2Si 1.5Mn ( mass )モデル鋼 750 °C保持時の(a)a 相率，(b)Cプロファイル，800°
C保持時の(c)a 相率，(d)C プロファイル DICTRA 計
算結果．

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japanきることが確認された．

算結果は，モデル鋼を用いた実測値をよく再現することがわ

. C アナライザーによる 2 相域焼鈍試料の炭素の定量マッピング測定

TRA を用いて鋼の相変態挙動を予測可能である．

かった．従って， a / g 界面の限られた領域であれば， DIC-

本研究は国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開
次に，Fe0.15C2.0Si1.5Mn モデル鋼の750°
C, 15s 保持後の試料の， C アナライザー測定結果と FE SEM 観発機構(NEDO)委託事業「革新的新構造材料等研究開発」の一環による成果である．

察結果を図に示す．g(冷却時にマルテンサイトに変態して文いる)相中心の C 濃度はバルク濃度の0.15であるが，界面献にはスパイク状に C が濃化しその形状は界面によって異なることがわかる．すなわち，測定場所や界面によっても，その濃化度合や変態の進行速度が異なることがデータによって示され，面分析の重要性が示唆された．
また，炭素量が異なる Fe0.20C2.0Si1.5Mn モデ
ル鋼の 750 °C, 15 s 保持後の試料の同様の測定結果を図に示すが，図 6 との比較により炭素量のわずかな違いが正確にとらえられており，粒径の小さいところではマルテンサイ
ト相中心部の炭素濃度も上昇していることが明確である．

( 1 ) T. Yamashita, Y. Tanaka, M. Nagoshi and K. Ishida: Scientific
Reports, 6(2016), Srep29825, published 19 July.
( 2 ) J. B. Gilmour, G. R. Purdy and J. S. Kirkaldy: Metall. Trans., 3(1972), 32133222.
( 3 ) H. I. Aaronson and H. A. Domian: Trans. Metall. Soc. AIME,
236(1966), 781796.
( 4 ) H. Guo, G. R. Purdy, M. Enomoto and H. I. Aaronson: Metall.
Mater. Trans. A, 37(2006), 17211729.
( 5 ) J. Ågren: J. Phys. Chem. Solids, 43(1982), 385391.
( 6 ) M. Suehiro and J. Ågren: Materia Japan, 38(1999), 629632.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

.

結1981 年

言

測定時のコンタミを抑制することで0.01以下の測定精度で微小領域の炭素分析を可能にした FEEPMA を開発し，NPLE 領域の g→a 相変態における炭素分配挙動を DICTRAの計算結果と比較した．その結果， DICTRA の炭素分配計



山下孝子

株 入社表
日本女子大学を卒業，旧川崎製鐵
面分析に従事1993年より 熱力学平衡計算を用いた組織解析に従事
2000年 早稲田大学理工学部にて学位取得
株 発足 現職
2003年 4 月 JFE スチール
専門分野計算状態図，熱力学平衡計算，組織形成◎計算状態図および計算材料科学の鉄鋼材料開発への適用．主として鉄鋼の組織形成過程を計算および物理解析手法を連携して解析．

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ミ ニ 特 集

熱力学計算を利用した真空浸炭材の炭素濃度分布予測および合金設計
石

.

は じ

め

に

.

倉

亮

平

真空浸炭中の炭素侵入機構

浸炭焼入れは代表的な鋼の表面処理方法として，自動車用

真空浸炭では，炭化水素ガス雰囲気中に保持し炭素を侵入の歯車やシャフト等，高い疲労強度・耐摩耗性が必要とされさせる浸炭期と，真空にして炭素を鋼材内部へ拡散させる拡る動力伝達部品に幅広く適用されている．近年，環境対策，

散期に分かれる．そのため，真空浸炭中の炭素侵入機構を理

コスト削減，高性能化等を目的として，従来の変成ガスを用

 浸炭中の鋼材表面の反応と◯
 炭素の鋼材解するためには，◯い，ブードア平衡反応を利用して鋼中に炭素を侵入させる，内部の拡散について，処理温度や鋼材成分・組織の影響を考いわゆるガス浸炭法に代わり， 500～ 2000 Pa 程度の炭化水

慮して検討する必要がある．本章では，真空浸炭中の炭素侵素ガスを炭素の供給源とする真空浸炭法の実用化が加速して入機構をはじめ，熱力学計算を活用して確立した炭素濃度分いる．真空浸炭の長所として，操業中の CO2 排出量が少な布の予測に関する研究成果について述べる．

い，浸炭時間が短くランニングコストが安い，粒界酸化がな
く高強度な品質を得ることができる等が挙げられる(1)(4)．



浸炭期の表面炭素濃度と炭化物量

一方，真空浸炭には以下 2 点の短所があったため，真空 浸炭中の鋼材表面の反応について述べる．
まず，上述の◯浸炭普及への障壁となっていた．1 点目として，これまで真前章にも述べたとおり，真空浸炭後の鋼材の表面炭素濃度や空浸炭の浸炭機構が不明(5)(7) であったことから，真空浸炭

析出炭化物ついては種々の説(5)(7)があり，処理温度や鋼材の条件は経験や勘に基づいて行われることが多く，鋼材成分

成分の影響も不明であったため，真空浸炭中の鋼材の表面炭や部品形状が変化した場合にはあらためて条件を見直す必要

素濃度を予測することが困難であった．しかし，当社の研があった．2 点目として，実部品において真空浸炭では表面

究(9)(10) により， Si, Cr を変化させた鋼種で浸炭層表面を模

炭素濃度が形状の影響を受け，歯車の歯端などのエッジ部の擬するために用いた厚さ 0.1 mm の薄板による実験と熱力学

表面炭素濃度は平面部と比べて高くなることが知られてお計算の結果から真空浸炭の浸炭期における表面の炭素濃度とり(8)，過度な残留オーステナイトの生成，粒界への網目状炭

炭化物量を決定する機構を以下のとおり解明している．

化物の析出(以後，エッジ部の過剰浸炭の生成と称す)により疲労強度が低下するという問題があった．

図に熱力学計算ソフト ThermoCalc を用い，データベースとして SGTE Solution Database ver.2 を用いて計算しこれらの真空浸炭の本格的な普及への課題を解決するためた各成分の Fe C 系状態図(図中の●は各温度での黒鉛が析

には，真空浸炭中の鋼材表面の状態と炭素濃度侵入の機構お出する炭素濃度の計算値を，△は浸炭を行った薄板の実測値

よびエッジ部の過剰浸炭生成機構の解明が必要不可欠である．

を表す)を，図に厚さ 0.1 mm の薄板への真空浸炭処理材

本稿では，当社において解明した真空浸炭機構の概要につおよび黒鉛を密着させた状態での真空熱処理材の組織観察

いて説明するとともに，真空浸炭の機構と熱力学計算に基づ(写真右下の数字は炭化物面積率の実測値)を示す．図 1， 2

いて構築した真空浸炭材の炭素濃度分布予測技術ならびに真のとおり，黒鉛との平衡を仮定した熱力学計算による表面炭

空浸炭材の合金設計について解説する．

素濃度の値と実測値はほぼ一致しており，真空浸炭材の組織と黒鉛と接触させた状態での真空熱処理材の組織も一致している．このことから，鋼材表面は浸炭ガス(炭化水素)の分解により生成した黒鉛との局所平衡が成立していると結論づけ

大同特殊鋼株式会社 技術開発研究所 構造材料第一研究室室長(〒457
8545 名古屋市南区大同町 230)
Prediction of Carbon Profiles and Alloy Design in Vacuum Carburizing Steels Based on Thermodynamic Calculation; Ryohei Ishikura(Automotive Steel Research Sect. No.1, Corporate Research & Development Center, Daido Steel Co., Ltd., Nagoya)
Keywords: low alloy steels, case hardening steels, vacuumcarburizing, carburizing mechanism, prediction of carbon profiles, edge over carburizing, fatigue strength
2018年 5 月 7 日受理[doi:10.2320/materia.57.439]

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan




図1

FeC 系状態図による表面炭素濃度の計算値と実測値．



炭素濃度分布の予測

 炭素の鋼材内部の拡散について述べる．
次に，上述の◯
 節で紹介した知見を応用し，浸炭・拡散後の炭素濃度
2 ･

分布に与える浸炭条件および鋼材成分の影響について検討することで，炭素濃度分布を予測するシミュレーションを確立している(9)(11)．
炭素濃度分布に及ぼす鋼材成分の影響は，浸炭期の鋼材表
面の炭化物生成量を変化させ，拡散期での炭化物の溶解に伴う炭素供給量を変化させることによるものである．つまり，浸炭期に生成した炭化物は拡散後の炭素濃度分布に影響を与
図2

各鋼種の黒鉛に接触させた状態の真空熱処理材と真空浸炭材の組織比較．

えることを意味する．このことから，炭素濃度分布は，浸炭期の表面が黒鉛と平衡する状態にあるものとし，炭化物の存在を考慮して拡散方程式を解くことで精度よく予測できることを明らかにした(図)．詳しい計算方法とその過程についられる．また，鋼材成分によって表面の炭化物量は 0 ～約ては参考文献(9)をお読みいただきたい．

100まで変化することから，表面炭素濃度や炭化物量は鋼以上のことから，鋼材成分，浸炭条件(処理温度，浸炭時

材成分の影響を受けることを意味し，炭化物生成元素である間，拡散時間)および次章で解説する部品形状の情報があれ

Cr，Mo の添加とともに上昇し，炭化物生成阻害元素である

ば，平面ならびにエッジ部の炭素濃度分布を精度よく予測可Si，Ni の添加とともに減少する．

能であり，この予測シミュレーション手法を用いることで客これらの成果により，浸炭期の鋼材表面が黒鉛と平衡する状態にあるものとすることで，表面炭素濃度や炭化物量は鋼先の要求に対して鋼材成分や処理条件の設計提案が容易になった．

材成分と浸炭温度から熱力学的に求めることが可能となった．

図3



複数の浸炭条件による SCr420の炭素濃度分布の計算値と実測値の比較．

ミ ニ 特 集.

エッジ部過剰浸炭の生成機構

図にシミュレーションを用いて求めた真空浸炭材のエッ
ジ先端の炭素濃度の時間変化を示す．浸炭期の表面炭素濃度

本章では，真空浸炭のもう一つの短所であるエッジ部の過は形状が平面での機構と同様に黒鉛と平衡する値となり，エ剰浸炭に関して述べる．第 2 章で紹介した真空浸炭におけ

ッジ角に対する依存性は小さい．しかし，拡散期にはエッジる平面に対する炭素濃度分布予測手法を応用し，エッジを有角度が鋭くなるに従い炭素濃度の低下が遅く，拡散期終了時する試験片を用いた実験結果と比較することで真空浸炭時のの炭素濃度が高くなっているのが分かる．このエッジ部過剰

エッジ部過剰浸炭の原因を解明している(12)．

浸炭は，図の概略図に示されるように，真空浸炭に必須な拡散期においてエッジ部では両辺からの炭素拡散場の重なりが発生し，表面炭素濃度の低下が平面部よりも遅くなってい
るため起こっている．一方，ガス浸炭では表面炭素濃度が雰
囲気との平衡から決定されるために起こらない．

.

真空浸炭材の合金設計

真空浸炭時のエッジ部の過剰浸炭を克服するための対策として，浸炭条件を最適化(例えば平面部の表面炭素濃度を低下させる方向に変更)が挙げられる(13)が，歯車の平面部である歯面部においては強度低下が懸念されるため，本方策には限界がある．本章では，エッジ部過剰浸炭とその疲労強度に及ぼす合金元素の影響に関する研究事例(14) をはじめ，エッジ部の過剰浸炭を克服する合金設計ついて紹介する．
図4

エッジ部表面炭素濃度の時間変化予測．

図に SiCr 変化させた 3 鋼種の FeC 系状態図を，図にエッジ部の炭素濃度分布計算結果を，図には代表としてを有する試験片の組織観察結果を示す．ちな
エッジ角度60°
みに，浸炭処理は平面部の表面炭素濃度が0.75となるように鋼材成分に応じて条件を変化させている． JISSCr420 相
当材である低 Si 高 Cr 鋼では，エッジ角度が鋭くなるに従い表面炭素濃度が高くなり，鋭角部では炭素の過剰導入により炭化物が生成している．一方，高 Si 低 Cr 鋼では，表面炭素濃度のエッジ角度依存性が小さく，鋭角部においても炭化物が生成しないことが分かる．図に示すように，
SCr420 の場合，エッジ角度の鋭角化に伴い，炭素の過剰導入により生成した炭化物量が多くなるため強度低下を招く．
したがって，エッジ部においても高強度を得るためには，エッジ部の炭化物生成量を減少させること，すなわち， FeC
系状態図上で浸炭期の導入される炭素量が少ない，高 Si低
図5

エッジ部の過剰浸炭生成機構の概略図．

図6

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan

Cr 系の合金設計が有効である．

各鋼種の FeC 系計算状態図．




図7

各鋼種のエッジ部の炭素濃度分布予測．

チ生産，在庫低減，インライン化などのさらなる生産性の向上を志向したスリムバッチ真空浸炭炉(17)の実用化が加速しており，熱処理設備の革新も同時に進んでいる．
これらを背景に，今後，真空浸炭の普及はますます拡大するものと予想される．そのため，材料技術，生産技術，熱処理設備技術の連携はもちろんのこと，今回紹介したような熱図8

エッジ角度60°の組織比較．

力学計算を活用した鋼材設計や組織予測は，材料開発の効率化の観点からも大変重要になると考えられる．そして，真空浸炭を活用した革新的な技術・商品が産み出されていくことを大いに期待する．

文

図9

疲労強度とエッジ部角度の関係．

.

お わ

り

に

真空浸炭の基礎として，真空浸炭中の炭素侵入機構ならびにエッジ過剰浸炭生成機構の概要をはじめ，熱力学計算を利( 1 ) 杉山道生熱処理，37(1997), 154.
( 2 ) 町 哲司熱処理，45(2005), 80.
( 3 ) 下里吉計工業加熱，39(2002), 21.
( 4 ) 門野 徹工業加熱，39(2002), 29.
( 5 ) 奥宮正洋，新美 格，恒川芳樹，門谷政幸第 31 回日本熱処理技術協会講演大会講演概要集，(1990), 29.
( 6 ) 井上洋介，井上吉弘第 58 回日本熱処理技術協会講演大会講演概要集，(2004), 1.
( 7 ) 河田一喜熱処理，44(2004), 289.
( 8 ) K. D. Jones and G. Krauss: Heat Treat., 79(1980), 188.
( 9 ) 森田敏之，羽生田智紀鉄と鋼，92(2006), 268273.
(10) 森田敏之，井上幸一郎，羽生田智紀電気製鋼，77(2006), 5
9.
(11) 電気製鋼，79(2008), 91
93.
(12) 森田敏之，松村康志，梅本 実電気製鋼，79(2008), 1523.
(13) 森田敏之，梅本 実鉄と鋼，96(2010), 400405.
(14) 森田敏之，松村康志電気製鋼，81(2010), 109116.
(15) 電気製鋼，79(2008), 8385.
(16) 笠井大介，大林巧治，岡田一晃熱処理，57(2017), 116119.
(17) 電気製鋼，84(2013), 61
66.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

用した炭素濃度分布予測技術と真空浸炭材の合金設計につい2005 年

福井大学大学院工学研究科機械工学専攻修士課程修了
2005年 4 月大同特殊鋼株式会社入社
2017年 4 月現職
専門分野材料強度，表面処理技術◎自動車構造用鋼の開発と応用に従事．トランスミッ
ション部品用の鋼材・熱処理・表面処理技術開発を中心に活動．

て解説した．これらの研究成果により，真空浸炭シミュレー
ションの実用化(浸炭くん)(11)ならびにエッジ過剰浸炭抑制
鋼の開発(DEG シリーズ)(15)をはじめ，高濃度浸炭やマイル
ド浸炭(16) ，真空浸炭窒化などの応用開発も盛んに行われ，真空浸炭を活用した技術開発が活発化してきている．
また，近年，高温浸炭が容易な浸炭炉をはじめ，超小バッ



献

石倉亮平

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

ミ ニ 特 集

拡散接合

その 1

―拡散接合の現状と拡散接合の実用例―
大

橋

修

・ 拡 散 接 合 と は
・・ 拡散接合の位置付け・定義
現在の溶接・接合法は，母材を溶融するか否かで分類され，融接法，ろう接法，固相接合法に大別される．融接法とは，アーク，電子ビームなどの熱源で，溶接棒(使用しない時もある)を溶かすと同時に母材(接合される材料)も多く溶
かす．しかし，ろう接では母材をほとんど溶融しない．ろうの濡れによって母材になじませて接合する方法で，母材はほとんど溶かされない．
固相接合法は母材の融点以下の温度で行う接合であり，固相接合法には，拡散接合の他，摩擦圧接，鍛接，熱間圧接，
常温圧接(冷間圧接)，爆発圧接，ガス圧接などがある．これ
らの接合法は，下記のように JIS で定義されている(1)．
摩擦圧接母材を接触させ，加圧しながら接触面を相対運動によって摩擦熱を発生させ，アプセット圧力を加えて行う

図1.1(a)拡散接合法と(b)拡散接合の分類．(オンラインカラー)

圧接．
鍛接加熱した母材を打撃または加圧して行う高温圧接．
熱間圧接母材の接合部の加熱治具による圧接．

ように加圧して，接合面間に生じる原子の拡散を利用して接常温圧接外部から熱または電流を加えることなく，母材合する方法」とある．

を室温で圧縮して，局部的に塑性変形を加えて行う圧接法．

溶接・接合法の名称のほとんどは，「加熱・加圧する手段」

爆発圧接火薬の爆発による衝撃圧力を利用して行う接合．

に由来する．一方，拡散接合の名称は，接合部の完全化(表ガス圧接ガス炎で接合部を加熱した後，さらに溶加材な面皮膜の除去，接合面の密着)のため，金属原子の拡散を利しで加圧して行う圧接法．
拡散接合は，図.(a)に示すように，接合面が酸化されな用する「接合機構」に由来し，名称の観点が他の溶接・接合法と異なる．

いように制御された雰囲気中で接合材料を積層する．引き続拡散接合(diffusion welding)の用語は，原子力関係部品のき，この積層体を加熱・加圧し，原子の拡散を利用して接合

接合時，部品の形状変化を少なくする目的での論文(2) で，する方法である． JIS の定義(1) では，「母材を密着させ，母

1958 年に初めて使用された．それ以前は，国内では「鍛材の融点以下の温度条件で，塑性変形をできるだけ生じない

接 」，「 圧 接 」，「 固 相 接 合 」， 欧 米 で は 「 solid phase

WELLBOND代表(東京理科大学・客員教授)
Diffusion Welding ―Trend and Application of Diffusion Welding―; Osamu Ohashi (WELLBOND (Visiting Professor, Tokyo Universityof Science), Tsukubamirai)
Keywords: diffusion welding, diffusion bonding, solid phase welding, trend of diffusion welding, application of diffusion welding
2018年 7 月 2 日[doi:10.2320/materia.57.443]

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japanwelding 」(3)が使用されていた．これ以降，接合体を少ない変形で接合することに着目した研究は，拡散接合と呼ばれる．なお，「 diffusion welding 」を「拡散溶接」と翻訳した事から， 1980 年代の一時期「拡散溶接」と呼ばれた時期がある．
・・ 拡散接合の分類・特徴
拡散接合は，図 1.1 ( b )のように分類される．拡散接合では，接合促進の目的で接合面間に第 3 金属を挟んで接合する場合がある．この挟む金属を「インサート金属」と呼ぶ．
インサート金属が固相状態で接合する場合と，インサート金

図1.2

論文件数の発表年推移．(オンラインカラー)

属が溶融して母材をほとんど溶融することなく接合する場合がある．前者を「固相拡散接合」，後者を「液相拡散接合」，
あるいは「TLP 接合」(4)(Transient Liquid Phase Diffusion

おける研究開発テーマや技術開発の方向性を知る上で極めてBonding)と呼ぶ．

有効である．

拡散接合の特徴は，接合過程での形状変化が少ないことか

経済産業省・特許庁は，毎年技術特許調査報告書を公表しら，成形した部材を積層接合することで，複雑・中空部品をている．接合技術に関しては，平成 25 年度・特許出願技術

製造できることにある．

動向調査報告書(概要)(構造材料接合技術)(6)がある．本報告

接合による変形が少ない．形状変化が少ないことが特徴．

は， 2001年から 2011 年まで，主要国で出願された「構造材面接合ができることから，微細な中空構造の部品の積層接料の接合技術」の調査結果である．他の溶接法と比較して，拡散接合の出願件数は少ない．拡散接合の出願数の多い企業

合が可能．
・・ 本入門講座での執筆内容
本入門講座は全 4 回で，拡散接合の現状，実用例と装置，接合過程，接合の改善策，接合部の評価等について概説する．
第 1 回目

拡散接合―拡散接合の現状と拡散接合の実

拡散接合―金属を接合するには，接合装用例―
第 2 回目

拡散接合―清浄化・密着化からの改善策，

異種金属の接合，液相拡散接合―
第 4 回目となっている．
・・ 国立研究機関・大学の研究予算の推移
国立研究機関・大学等の研究予算での，各種溶接法の研究の推移について，科学研究費助成事業データベース

置，接合面積の増加過程，接合面の皮膜の挙動―
第 3 回目

から，新日鉄住金( 37 件)，ユナイテッド・テクノロージー
ス(米， 24件)，日産自動車( 21件)，ボーイング(米， 21 件)

拡散接合―接合部の金属学的・機械的評

価，気密性，接合部の非破壊評価―(KAKEN)(7)から整理した結果を示す．本データベースは，
文部科学省および日本学術振興会が交付する科学研究費助成事業に関するものである．
溶接法別の実施課題数の発表年推移を図.に示す．図は「溶接法の名称の記載のある研究課題数」で整理している．
1980 年代の新素材ブーム時，拡散接合の研究が活発であったが， 2000 年以降研究はない．拡散接合に続き，レーザー・ 最近の拡散接合研究動向
・・ 拡散接合研究論文・特許の推移
Scopus (スコーパス)(5) は，エルゼビアが提供する世界最溶接，接合の低温度化が可能となる摩擦撹拌接合，常温接合，超音波接合等の接合法の研究へ推移している．現時点では「拡散接合」は新しい技術ではなくなり，研究予算を取りにくい接合技術となっている．

大級の研究論文の文献データベースである．検索サイト

・ 拡散接合適用の動向

Scopus を利用して，キーワード「 diffusion welding 」で，2017年 8 月検索した．その結果を，図.に論文の発表件数の発表年推移を示す．論文発表は， 1965 年から始まり，年とともに増加している．日本からの発表件数は， 1980 年代

・・ 古代の匠に見る拡散接合

水銀を利用した液相拡散接合の新素材ブーム時にピークを迎え，それ以後減少．最近は中藤ノ木古墳(6 世紀第 4 四半期)から出土した勾玉の製作に国からの発表の増加が著しい．これまでの発表件数の国別順

液相拡散接合が適用されている．図.にその接合法を示

位は，中国，日本，ロシア，ドイツ，ウクライナ，トルコ，

す．水銀と金合金を混合して金アマルガムを作製．勾玉形状

アメリカとなっている．最近，日本からの拡散接合の論文数に銅板を成形し，隙間(接合部)と表面に，金アマルガムを塗は減少し，2～3 件/年である．

布して加熱．水銀が蒸発して金メッキと同時に接合(8)も成し

特許情報の分析に基づく技術動向調査は，企業や大学等に遂げている．また，見尾山第 1 号古墳(広島県，古墳時代後入 門 講 座

図1.3

図 1.4

各種溶接法の研究予算の推移．(オンラインカラー)

接合部に，(a)金アマルガムを塗布後，( b)
加熱して水銀を拡散させての液相拡散接合．(オ

図 1.5( a )截金で装飾された仏像の頭部，「金箔焼き合わせ」工程での，(b )加熱と，(c )和紙間に挟んでの加圧接合．(オンラインカラー)

図 1.6

銅と銀板の( a)積層接合体を，( b)切削・掘削で凹凸化後，( c )平坦化して木目模様を形
成．(オンラインカラー)

ンラインカラー)期)から出土した銀製の耳環には，接合部と考えられる箇所の接合がなされている．古代の巧は，金箔表面の有機物制御から水銀が検出された．接合部での水銀の存在は，銀アマル

で，「接合の防止」と「接合」を使い分けている(11)．

ガムを用いた接合の可能性を示唆している(9)．
接合面間の合金から水銀を飛散・拡散させて接合する手法
は，まさに現代の液相拡散接合である．


截金での金箔の焼き合わせ接合

木目金での銀合金と銅合金の共晶拡散接合

木目金とは，江戸時代に刀の鐔を製作するのに使用された技法である(12)．図.( a)のように，色合いの異なる銀，銅積層接合体をドリルで表面層に局部的に穴をあけ，また切削截金(10) とは，金箔 5 ～ 6 枚の積層接合箔を線状に裁ち切

して局部的に表面層を取り除く．このように加工した積層接り，線状の接合金箔で文様を描く装飾技法である．飛鳥時代

合体を，材料が軟化する温度 500 ～ 600 °
C 程度に加熱後，加から仏像彫刻等を美しく飾るために使用され，現在は茶道具

熱下で圧延あるいはハンマーで叩いて薄く平坦化．(c)のよや工芸品にも応用される伝統工芸の一つである．京都迎賓館

うに平坦となった薄板表面には木目文様が現れる．「木目状(2005年開館)・藤の間の舞台扉にも施されている．

の仕上げる技法」および「木目状に仕上がった材料」は，鎌倉時代の仏像の頭部(図.(a))が截金(線状の接合金箔)「木目金」，あるいは「杢目銅」，「杢目金」と呼ばれる．(a)で装飾されている．截金における金箔同士の接合は「金箔のの金属板の積層接合工程では，銀(融点 961 °C )と銅(融焼き合わせ」と呼ばれる．その接合法は，図1.5(b)に示すよ点 1085 °C )の接合界面で溶け始める(共晶温度 779 °C )こうに，灰で覆った炭火の上を積層した金箔を，息を吹きかけとを確認して，接合している(13) ．本手法は，接合面での共ながらゆっくり移動させ，積層金箔を約 20 秒間 200 ～ 300 °C晶反応を利用した「共晶拡散接合」である．

加熱．引き続き，図1.5(c)のように金箔を和紙に挟んで指で加圧して接合している(11)．金箔表面は有機物(アルカリ金属
石鹸等)で被覆されており，金箔同士は固着しない．接合時にはこの有機物を金箔表面から取り除き，大気中で金箔同士

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan・・ 約年前の報告書に見る実用例
拡散接合の実用例については，溶接学会の界面接合研究委
員会が，1989年にアンケート調査を行なっている(14)(15)．

図.(a )は同種金属の実用例で， F 15航空機の取り付金合，異種では鉄鋼と銅の接合が多い．製品の形状では，中空具である．7 枚のチタン合金板を積層接合した部品で，従来部品の組み立て接合であり，採用理由として高性能化，他法の鍛造品から削り出す方法に比べて，大幅なコストダウンにでは制作不可能となっている．接合法としては，ほとんどが成功した．( b )は異種金属の適用例で，半円形状の銅棒と直接拡散接合で，機械的な 2 軸加圧法となっている．

SUS316 ステンレス鋼を接合した電極の実用例である．( c )当時，同種金属の実用例 11 件，異種金属の実用例 19 件，

は液相拡散接合の適用例で，自動車用エンジンカムシャフト

液相拡散接合の実用例13件が報告されている．ここで表.

の実用例である．中空シャフトと予備焼結したカム，温間鍛に生産実績の多い実用例を抜粋して，その製品と接合条件を造したジャーナルやギヤなどを組み合わせた後，焼結と同時示す．

にパイプに接合している．カムは， Fe Cr Mo Cu P C 系

これら 30 年前の拡散接合条件は，今も変わるはずがな

焼結鋼で，焼結時に Fe P C 系の液相が発生，その際発生

い．強いて言えば，接合面の加工精度の向上で，表面粗さがする収縮力も，同時に接合に寄与している．

低下したことから，低い接合温度で接合できる．本表での接当時の拡散接合の実用化について，各種の観点から整理し合条件は，現在でも参考になる．

た結果を図.に示す．材料の組み合わせの観点からは，異最近，拡散接合業者に試作品の接合を依頼しても，接合条

種金属の接合例が多い．同種金属の接合では鉄鋼同士の接件の情報は得られない．また，拡散接合の実用例は，めったにお目にかかれない．
これは「ココム(COCOM)事件」に原因がある．ココムとは NATO のもとで自由主義国から共産圏への輸出統制のため設立された委員会で，日本も加盟していた． 1987 年東芝
機械 COCOM 違反事件が新聞誌上を賑わしたことがある．
ハイテク技術である拡散接合で作られた製品が COCOM 関連での問題化を避けるため，この事件以降，企業が拡散接合の実用例の公表を避けるようになった．ソ連が崩壊して，ココムは有名無実化した現在も，「公表せずの姿勢」は現在も続いている．
・・ 現在の拡散接合の実用例
最近，東京ビックサイト等の展示会で，拡散接合の実用例の情報を得ることができる．拡散接合の実用例の一例を，図.に示す．( a )は， ipod classic の外観で，その中央のホイール部の様子を示す．このホイールを用いて選曲，音量調
整，早送り，巻き戻し，画像・動画閲覧などすべての操作を

図 1.7

拡散接合の実用例，( a ) F 15 航空機の取り付け金具，( b )銅とステンレス鋼を接合した電極，(c)カムシャフト．(オンラインカラー)

直感的にできる．( b )のように，このホイール(クリッププ
レート)は電子部品と接続されている．クリッププレートは0.7 mm の 薄 い プ レ ー ト で ， 表 裏 ハ ー フ エ ッ チ ン グ し た
SUS304ステンレス鋼箔を 3 枚積層拡散接合した精密な 5 段構造を形成している．累計 2500 万個生産されたことから，
これまでに最も多く生産された拡散接合品と言える．
( c )はフォトエッチングした SUS304 ステンレス鋼箔( 0.1mm 厚)を 7 枚積層した接合例である．微細な複雑形状を接合できるとともに，本形状の試料を300枚も積層して，貫通
穴位置がぶれることなく積層する技術も各社確立している．
側面をデジタル顕微鏡で観察すると，熱腐食された結晶粒界が明確に観察でき，外観観察では良い接合状況である．
形状的に大きな拡散接合品としては，水素ステーション向けの熱交換器(d)が組み立てられている．また，近年アルミ
ニウム合金の中空部品の接合例(e)が増加している．使用合
図 1.8



拡散接合の実用例に見る，材料の組み合わせ，
同種金属接合時の材料， 異種金属接合時 の材
料，製品の形状，採用理由，接合法，接合時の加圧法．

金は6061合金が圧倒的に多い．
拡散接合の実用例では，近年フォトエッチングした金属箔
を積層接合した製品の開発が多く見られる．これは金属箔の表面粗さが， 0.5 mm ( Rz )程度に低下した．鏡のような金属入 門 講 座表1.1

日本での拡散接合による製品名とその接合条件(1989年)．
接

料

組合せ

採用目的

以前の
製作法

F15航空機の取 Ti6Al4V
1 り付け金具

同種

コストダウン

無垢材から削り出し

ロケット燃料ポ
2 ンプ用インペラ Ti5Al2.5Sn

同種

高性能化

冷凍機用膨張3 タービンロータ Ti6Al4V

同種

高性能化

4 電極

CuSUS316

異種他の方法では
なし
製作不可能

5 管板

(SUS316，キュ
ウプロ Ni)炭素鋼

異種

製鉄機械チョッ
黄銅
炭素鋼
6 クライナー

No.

製品名

材

合

条

件

時間
圧力 雰囲気 表面処理 インサート(h) (MPa)
金属

温度
(°
C)

生産実績

900

2

2.9

真空

酸洗

なし

414
パーツ

なし

900～960

1

5～10

真空

脱脂処理

なし

120個

なし

960

2

15

真空

脱脂処理

なし

26個

800～1000 0.2～2 5～20

真空6 S 以下なし

100本

コストダウン

圧延，縛着
800～1000 0.5～2 10～30
クラッド

真空

6 S 以下

Ni

1000本

異種

コストダウン

銅合金無垢
700～800 0.5～2 5～20
材

真空6 S 以下なし

100枚

7 ダイヤゴールド 18 k ゴールド

異種

高性能化

ろう付け

700

真空

酸洗

なし

4 億円
/年

粒子加速器冷却銅SUS316L
8 板

異種

他の方法では
なし
製作不可能

真空

6 S 以下

なし

50枚

異種

高品質化，軽 鋳造
量化

還元

なし

なし

累計
230万本

9 カムシャフト(FeCrMo
CuPC)炭素
鋼管

0.17

10

800～1000 0.5～2 5～20

1110

0.5

収縮力

文

図1.9

展示会等で見る拡散接合の実用例．(a)ipod，(b)クリッププレート(SGK 提供)，(c)複雑精
密微細部品の接合(東北特殊鋼提供)，(d)水素
ステーション用熱交換器(神戸製鋼提供)，(e)
アルミニウム合金の中空部品(ヤマテック提供)．(オンラインカラー)

献( 1 ) 日本工業規格，溶接用語―第 2 部溶接方法，JIS Z 3001
2:2013.
( 2 ) S. J. Paproski, H. S. Hodge and C. B. Boyer: Second United
Int. Con. on the Peaceful Use of Atomic Energy, (1958).
( 3 ) R. F. Tylecote: The Solid Phase Welding of metals, Edward
Arnold Ltd., (1968).
( 4 ) D. S. Duvall, W. A. Owczarski and D. F. Paulonis: W. J. 53(1974), 203s
214s.
( 5 ) http://jp.elsevier.com/onlinetools/scopus( 6 ) https: // www.jpo.go.jp / shiryou / pdf / gidou houkoku / 25 _ kouzouzairyou.pdf( 7 ) https://kaken.nii.ac.jp( 8 ) 奈良県立橿原考古学研究所斑鳩藤ノ木古墳第2.3次調査報告
書，分析と技術編，(1993).
( 9 ) 広島県埋蔵文化財調査センター灰塚ダム建設に伴う埋蔵文
化材発掘調査報告書(3)，(1998).
(10) 有賀祥隆日本の美術，373号，截金と彩色，(1997).
(11) 大橋修他日本金属学会春期講演概要，(2018), 73.
(12) 高橋正樹木目金の教科書，東京美術，(2014).
( 13 ) 燕市産業資料館編鍛金・木目金 金工の美 人間国宝玉川宣夫作品集，燕市，(2011).
(14) 溶接学会界面接合研究委員会IJ
4090.
(15) 大橋修溶接学会誌，69(2000), 465474.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

箔を製作する技術の進歩は，接合界面に空隙のない拡散接合部の完全化に大きく寄与している．

大橋

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan修

1966年 富山大学工学部電気工学科卒業
1966年 科学技術庁金属材料技術研究所 入所
1996年 新潟大学自然科学研究科へ出向
2009年 新潟大学自然科学研究科 退官
専門分野接合，界面科学◎基礎から応用までの「拡散接合研究」に従事．退官
後は，設立した WELLBOND を通して，接合に関わる「情報発信」と「コンサルティング」の他，「接合プロセスの発展経緯」の調査等に従事．

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



米国大学技術移転事情～Provisional Applicationを利用した
米国式マーケティング～
星

エ

リ

米国ニューメキシコ大学は，標高 1600 m に位置する山岳使命としている． 2012 年から取り組んでいる経済開発のミ部に人口約200万人の商業都市アルバカーキ市に位置する．

ッションは，大学発ベンチャー支援に注力し，新しい雇用を米国エネルギー省管轄の国立研究所(サンディア/ロスアラモ

生み出す産業プラットフォームを創出することであり，このス)が 2 つ，米国国防省管轄(カートランドエアフォースリ

ための地域経済活性化を活発化を目指す産学官連携プロジェ

サーチラボ)の国立研究所が一つあり，合衆国からの研究開

クト Innovate ABQ に取り組んでいる．

発費への投資額が全米 50 州のうちで一番高く，基礎研究，
高度技術の集積地である．また科学者の人口密度が一番高い

.

STC.UNM における技術商業化プログラムについて州としても知られている．ニューメキシコ州政府は，州の資産を十分に活かすため，経済成長戦略として，航空産業発

STC は ， 最 高 経 営 責 任 者 兼 経 済 開 発 局 長 で あ る Lisa

展，映画産業誘致，科学技術による創業支援を柱に 2020 年

Kuuttila(リサ・クッチラ)氏のリーダーシップの元，14人のまでに「State of Innovation (イノベーションの州)」を目指

スタッフで構成され経済開発チームとイノベーションチーム

している．

にて運営されている．

そのような科学技術研究に恵まれた環境に位置するニューイノベーションチームは，技術移転の業務がコアミッショ

メキシコ大学(以下，UNM)は，1889年に創立され，一番大ンであり，大学教授，学生(発明家)から提出された発明申請

きな州立総合大学で，学生数は約 2 万 8 千人，2 万人以上の書を元に， STC で雇っている学生インターンによる先行技

教職員が在籍する州内で二番目に大きな雇用主でもある．科術調査を行い，その中から特許取得の可能性のありそうな案

学研究費は年間約400億円ほどと潤沢であり，サンディアや件を特許弁護士に正式に申請依頼をし，同時に積極的にデー

ロスアラモスとの包括的協力協定を大学としても結んでおタベースを活用したマーケティングを実施する．イノベーシ

り，科学技術の共同研究と研究者と学生の交流を目的に提携ョンマネージャーが一環して管理するポートフォリオは，約を進めている．

525件にものぼり，積極的に起業家やベンチャーキャピタル

ニューメキシコ大学で創出される新しい発明のすべては，(VC )へのプレゼンテーションを実施するとともに，ダイレ

1995 年に UNM の非営利団体として創立された STC.UNM

クトマーケティングを展開している．興味を示した企業には(Science and Technology Corporation. University of New

オプション契約または，ライセンス契約を実現し，場合によMexico ，以下 STC )に届けられ，その特許取得に向けたビっては，スタートアップの機会も創出していく．

ジネスソリューションサービスが提供される．この経済開発チームは， 2012 年から大学総長の指揮のもと，

STC.UNM は，独立した取締役会によって経営管理され，スタートアップ企業を増加し，雇用を創出することによっ

大学技術移転，商業化，事業化，大学発ベンチャー創出，まて，大学が主導で地域イノベーションを起こし，経済を活発た周辺地域イノベーションによる経済開発に貢献することを化するための Innovate ABQ プロジェクトを立ち上げ，アルSTC.UNM 国際事業マネージャー(101 Broadway Blvd., NE, Suite 1100 Albuquerque, NM 87102)
US University Technology Transfer Case Study ～Technology Marketing by Filing Provisional Application～; Eri Hoshi(International
University Ventures Manager, STC.UNM(The University of New Mexico, Technology Transfer and Economic Development Office)Albuquerque, New Mexico, USA)
Keywords: provisional application, tech transfer, tech marketing, patent, commercialization2018年 6 月29日受理[doi:10.2320/materia.57.448]



実 学 講 座

バカーキ市，ベルナリオ郡，ニューメキシコ州との産学官連

Summary)を作成する．ニューメキシコ大学でのライセンス

携活動を促進している．

可能な技術サマリーを広告するために，イーコマースプラッ

STC は， 14 人という少ないスタッフで，膨大な知的財産

トフォームである Flintbox (フリントボックス)に NCS や特の商業化活動，産学連携活動を促進している．効率的に運営

許情報，論文，教授のプロフィールを掲載する．ソーシャルできる判断力が迅速で的確なリーダーシップを発揮していメディアを活用しフェースブックやツイッターなども利用する．クッチラ社長は，スタンフォード大学，パードゥー大る．興味を示しそうな企業リストを作成し，マーケティング

学，ジョージア大学，アイオワ州立大学で技術移転事務所のキャンペーンを実施し，電話やメールでビジネスデベロップ

経営に 30 年以上の経験をもち，大学技術移転の世界では第メント部門の担当者への営業も行う．この一連のマーケティ

一人者である．同氏のリーダーシップにより，大学教授の意

ング活動に加えて，テクノロジーショーケースや，エンジェ

識改革や，効率的で信頼できる技術移転プログラムは劇的に

ル投資家向けのイベント，セミナー，カレンダー作成やフラ進化し実績を上げることに成功している．

イヤー広告など，発明家と密に連絡を取り合いながら，大学技術の営業につなげる．総合的には，マスマーケティングの.

ライセンスにつなげるための技術マーケティング
プログラム

リスポンス率は，平均して 7ほどであるが，2016年度の実
績としては 56 件のオプション契約もしくはライセンス契約につながり，12社のスタートアップ起業が創業された．

科学技術移転活動において，知財のマネジメントの一元管理も大切だが，ライセンス契約につなげるための一番キーと.

知的財産戦略～仮出願を活用～

なるマネジメントは，マーケティング活動である． STC でのマーケティング活動は，セメスターごとに，7 人から10人

STC での知的財産戦略は，日本の大学と違ってユニークのニューメキシコ大学の学生インターンを雇用し，そのサポである．特許の所有者は，大学本部ではなく，発明家より大ートを得て推進している． STC にて購入しているマーケテ

学に一度移管され，大学から STC に再度アサイメントされィング調査用のデータベース等からデータマイニングをし，るため， STC が特許のオーナーとして商業化活動に取り組

積極的なディレクトマーケティングを展開するための下準備

む．そのため，判断時間も申請時間もスピーディーに対応でをそのインターンに手伝ってもらうとともに，この活動が人き，ライセンス活動もフレキシブルに適応が可能で，米国の材育成の一環としての教育的な位置づけにもなる．．学生イ

起業家へのニーズにも素早く対応できる． STC では，インンターンの主な仕事内容は，発明家からの発明申請書を元ハウスの特許弁護士は常駐しておらず，全米の専門性の高いに，技術を理解し，フロストサリバンやメッドトラックな

特許事務所 8 社と提携をしていて，申請から特許のオフィ

どのデータベースにて市場動向の調査を行い，技術の応用のスアクション等への返答の対応を発明者と特許弁護士と，可能性を含めた技術サマリーである NCS(Non Confidential

STC の知財コーディネーターとで管理運営していく．ここ図1

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan

マーケティングタイムラインのプロトコル．

でもウェルスプリング社開発のソフィアというソフトウェア

略を立てるほど余裕がなく，知財の処理や維持管理の業務ににて一元管理をして，膨大なポートフォリオの締め切り管理

追われていて，知財を活用した技術移転というプログラムを等を一人のコーディネーターで管理している．

実施している大学は数少ない，ということである．米国の大米国特許制度には， Provisional Application という仮出願

学のように各大学がお抱えで技術移転事務所を持てないとし制度がある．メリットとしては，特許出願日をいち早く取得ても，日本で広域的な提携やパートナーシップを組んで，商でき，安価な申請費で容易に申請ができる一年間の有効期限

業化活動をしていくことが急務であると感じる．技術移転プ付きの特許出願制度．各国への特許申請する権限も保有．こログラムがなければ，知財戦略を立てたとしても，商業化すの一年間という保護された期間に， STC では，マーケティ

ることができない．今後日本の大学は自分で稼ぐ仕組みや機ングを三回に渡って行い市場動向を探る． Provisional Ap-

会を逸し，先生方が人生をかけて研究してきたことが日の目

plication の有効期限がくる 3 か月前までにマーケットの反を見ないことになってしまうのでは，と強く感じる．

応がない場合は，特許出願日は一年あと倒しになるが，再度STC の知財戦略は，米国仮出願制度を最大限に活用し，仮出願をするか， PCT (国際特許)か，米国の本出願へと決

大学で生まれた技術を，その初期段階から，素早くスタート

断する．

アップさせたり，ライセンス化へつなげたりしている．仮出

図は，マーケティングタイムラインのプロトコルを表願制度があることにより，安価な申請費で，迅速に発明のプす．一年間の限られた仮出願の期間をシステマティックにプライオリティーデートを獲得できる．このため，一年間のマ

ロアクティブマーケティングをかけることにより，ライセン

ーケティング活動に専念できるし，知的財産も保護できる．

ス契約への締結数の増加，特許費用のコスト削減，大学の技そのため，知財にかける予算も削減でき，市場の動向を見な

術をより多くの方へアプローチすることに成功している．

がら効率的に予算管理ができる．日本でも仮出願制度をつくる動きができているので，ぜひとも有効に活用し，技術移転

.

全米技術移転事務所ランキング～STC の位置づけ

このような積極的なマーケティング活動と産学官連携プロ
ジ ェ ク ト に よ り ， ニ ュ ー メ キ シ コ 大 学 は ， National
Academy of Inventors(NAI)と Intellectual Property Owners
Association(IPO)より米国特許登録多数の大学トップ100位入りを 5 年連続で獲得．2013年は 56位，2014年42位， 2015
年は 47 位， 2016 年 33 位， 2017 年 32 位という結果．また Association of Public Land Grant Universities (APLU)からは，Innovation and Economic Prosperity University として表彰された．また， 2017 年 4 月に発表されたランキングによると， STC は全米技術移転事務所ランキングで，ハーバード
大学に次いで28位に位置する．

.

日本の大学がめざすべき特許戦略の方向性

現在日本での駐在員として何校かの大学にて講演活動をさプログラムの立ち上げに役立てて頂きたい．
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
学習院大学経済学部経営学科を卒業し，ニューメキシ
コ大学(州立)で行政学修士(MPA)を取得．
2006 年よりニューメキシコ州政府と日本企業，日本
政府(経済産業省/NEDO)のリエイゾン役として日米共同研究開発促進事業に従事し， 2007 年の経済産業省主催のシンポジウムで， STC.UNM の CEO (最高経営責任者)であるエリザベス・J・クッチラ氏の講演を聴いたのがきっかけで，技術移転の世界に入った．
本場アメリカで勉強するために，ニューメキシコ大学
星 エリ
で大学院に通いながら STC.UNM にて学生インターンシップからはじめ，現在に至る． 2008 年よりニューメキシコ大学の技術移転事務所 STC.UNM にて，発明申請書コーディネーター，知的財産コーディネー
ターを担当．
2013年より経済開発マネージャーとして地域イノベーションエコシステム形
成プロジェクトの Innovate ABQ プロジェクトを担当し，2015年より現職にて国際提携に従事．日米スマートグリッドデモンストレーションプロジェク
トの研究コーディネーターや，海外からの学生インターンシップの受け入れ，アメリカの大学の技術移転に関する講義や大学発ベンチャー起業に向けてのコーチングを行う．日本をはじめとする技術移転プログラム協力や共同研究促進に取り組む．2016年 7 月より日本駐在勤務．

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

せていただき感じたことは，知財本部は存在するが，知財戦

実 学 講 座

.

は じ

め

に

産業構造の変化，技術の進歩，少子高齢化が進む現在，ものづくり産業が直面している重要な課題に“人材の確保と育成”が有り，これに対し厚生労働省は，成長が見込まれる分
野の人材育成と雇用のセーフティネットとして職業能力開発の強化を推進していくとしています．職業能力開発の具体的施策として“職業訓練”があり，認可を受けた学校施設においてそれらを担当するのが，“職業訓練指導員”の国家資格を有する職業訓練指導員です．しかしながら，職業訓練指導
員全体で大きく人員が不足している状況から，現在，学卒者と民間企業経験者の両面で，安定確保に向けた採用の取り組
みがなされています．
本稿では，職業訓練指導員に興味を持っていただけるよう，免許制度，採用方法，業務，やり甲斐等について紹介します．

.

職業訓練指導員の資格制度と仕事内容(1)

職業訓練指導員免許(以後，指導員免許)とは，職業能力開発促進法(以後，能開法)に基づき，公共職業能力開発施設等において職業訓練を行う者が持つ資格で，国家資格(厚生労働省)の設置義務資格に分類され，都道府県知事から交付されます．能開法の規定に基づく公共職業能力開発施設及び認
定職業訓練施設で訓練指導に当たる者を職業訓練指導員といい，平成 29 年( 2017 ) 11 月に認知度向上を目的とした愛称“テクノインストラクター”が決定されました．(以後，職業訓練指導員はテクノインストラクター)
 離職者，求職業訓練は利用者による区分がわかり易く，◯
 在職者訓練，◯
 学卒者訓練，◯
 障害者訓練
職者支援訓練，◯ および◯
 を実施する訓練の 4 つの訓練があります．主に◯
独 高齢・障害・求職者雇用支援機構(以後，機構)施設として
が運営する職業能力開発促進センター，都道府県が運営する
 および◯
 を実施する施設として機構
職業能力開発校，主に◯が運営する職業能力開発大学校，機構または都道府県が運営
 を実施する施設としてする職業能力開発短期大学校，主に◯機構が運営する広域障害者センター，都道府県が運営する障害者職業能力開発校などがあります．学校教育と職業訓練の関係について，能開法では学校教育との重複を避けるとしていますが，労働者の訓練に必然的に伴う学理，関連する知識等についての重複はやむを得ないとの除外条件の下で，例え において短大相当，四年制大学相当のカリキュラムが実ば◯施されています．
テクノインストラクターになるためには，小・中・高校の先生が教員免許を取得するのと同じように職業訓練指導員免許を取得する必要があり，その取得方法を図に示します．

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan

図1

職業訓練指導員免許の取得方法．

注意すべきこととして，免許を取得したからといって必ず指導員になれるわけではありません．テクノインストラクタ
ーとして働くためには，公共職業能力開発施設等を運営する，例えば機構等に採用される必要があります．また，採用先においては応募者の拡大を目的に，採用後に指導員免許を取得させる支援制度(2)を充実させている場合があるので，特に工科系四年制大学を卒業されてからテクノインストラクタ
ーになることを考えられている方は，機構や厚生労働省のホームページなどで確認してください．

.

テクノインストラクターのやり甲斐

職業訓練のやり甲斐はと問われると，職業に必要な知識を教える専門職としてのやり甲斐と，人に関わり人の成長を支援するよき隣人としてのやり甲斐が思い浮びます．職業訓練は，まず経験させ，考えさせ，そして技能と感性を磨かせる．本質はそんなシンプルなものと考えます．したがって，
訓練内容を考える主体は自分にあって，結構，多くを自分で決めてやりたいことを意外にやれたりします．得意とする技
能・技術を工夫して教えることが，予想外に楽しいと気付く
ことができます．
当然，日頃の精進は必要で，特に駆け出しの頃は大変だと思います．それでも，練習の甲斐も無く申し訳ない思いが先立つ授業をしてしまっても，真剣に取り組む姿勢を忘れなけ
れば，感謝してくれる受講生は必ずいます．就職した修了生が数年後に学校を訪ねてくれて，近況報告と共に当時の懐かしい気持ちや感謝の気持ちを伝えてくれることも，テクノイ
ンストラクターになってよかったと思える瞬間です．

.

お

わ

り

に

テクノインストラクターは，求職中の人や学卒者を対象に様々な職業訓練を行い就職のお手伝いをする，就職に悩んでいる人の心強い味方です．「先生」という職業を目指している方は是非ご一考下さい．

文献( 1 ) 厚生労働省人材開発http://www.mhlw.go.jp/
独 高齢・障害・求職者雇用支援機構http://www.jeed.or.jp/(2) (2018年 6 月 5 日受理)[doi:10.2320/materia.57.451](連絡先〒5010502 岐阜県揖斐郡大野町古川 1
2)




室蘭工業大学 環境調和材料工学研究センター 水素機能材料学研究室
室蘭工業大学 環境調和材料工学研究センター
水素機能材料学研究室教授

亀川厚則
図1

室蘭工業大学 環境調和材料工学研究センター(図)は，

室蘭工業大学 環境調和材料工学研究センター(X棟)外観．

主に希土類の省資源化と有効活用を目的とした環境調和型社
会実現に資する材料研究を行っております．これまでは専門の異なる横断的に集まった教員が各学部学科とセンターを兼学の我々の研究グループのほか九州大学，地元企業を含めた任する形で運営されてきましたが，平成 27 年( 2015 ) 4 月か

数社で水素の製造・貯蔵・運搬・移送・利用までのサプライ

らは新たにセンター専任教員を加え，そこに筆者の着任と共チェーンを構築する実証事業を行います．本実証事業では，に水素機能材料学研究室が発足しました．昨年度からは学生

北海道室蘭市が所有する風力発電所で発電した電気を使い，の配属も始まり，今年度の構成員は筆者のほか，博士研究員

水電解水素製造装置で水素を製造し，車載用コンテナに収納

1 名，博士学生 1 名，修士 1 年生 3 名，そして教育組織上はした水素吸蔵合金(MH)タンクに貯蔵・輸送します．現在普大学院に設置されているため主に機械航空創造系学科材料工及している高圧水素ガスではなく，水素吸蔵合金を用いるこ学コースからの委託配属ながら学部 4 年生 4 名による立ちとで水素を低圧で大量かつ安全に貯蔵可能にします．これに上がって間もない研究室です．当研究室では，冶金学的手法

より建物や街区への水素の普及促進を実証するものです．こや高圧合成などによって希土類系物質の探索だけでなく，水の事業によって室蘭市が進める「グリーン水素ネットワーク

素吸蔵合金や磁石材料など機能性材料の開発研究および水素

モデルプロジェクト実行計画」を後押しするものとして，本が誘起する材料の新機能創出に関する研究を行っています．

学も地域連携推進に力を入れていく所存です．

狭い経験の範囲ではありますが，これまでに培ってきた水

3 年余り前に北海道に移り住むまで，材料工学，金属工学

素と材料に関する研究を更に発展させていく所存です．例えの分野に従事する筆者にとって，室蘭でイメージするのは，ば， GPa オーダーの固体圧縮圧を用いた高圧合成による新本学の他には新日鐵住金の室蘭製鋼所や日本製鋼所室蘭製作

規合金，新規水素化物の探索は，まだ未開拓の領域が広いこ所でした．前者は製鋼過程で得られる水素ガス，後者は水素とを強く実感しています．固体化合物には外圧による外部圧

吸蔵合金開発や MH タンクなどで良く存じ上げていまし

力と物質構成元素間のイオン半径の異なる元素で置換する化

た．このほかにも， JX 日鉱日石エネルギー室蘭製造所や近学的圧力(内部圧力)で分類される効果を受けることが知られ

くにはエア・ウォーター苫小牧水素工場など水素に関わる会ています． GPa オーダーの高圧水素雰囲気を用いること社などがあります．一方，報道や座学などで知ってはおりま

で，通常リチウムが固溶しない希土類原子のサイトにイオン

したが，ここ北海道に来て強く実感するのは，本州と比較し半径がかなり小さなリチウムが置換した水素化物が形成されて二次エネルギーが潤沢ではないということです．北海道やるため，除圧後でも化学的圧力の効果を維持したまま希土類

室蘭市では自治体が中心となって水素社会および低炭素社会

三水素化物の高圧相がの常圧下で得られることを最近報告(1)への取り組んでおります．当研究室も，水素エネルギー社会

させて頂きました．今後は常圧では得られなかった水素化物の実現に向けた取り組みを材料科学の立場から微力ながら支の高圧相の機能についても調べていきたいと考えています．

援できるよう，努力していく所存です．

また合金系の水素貯蔵材料である水素吸蔵合金については
水素タンクの貯蔵メディアの為の高性能化研究だけでなく，文

献

合金の新しい用途開発も含めて取り組んでいます．水素発生
材料や低級な熱を汲み上げるヒートポンプのための水素吸蔵合金の開発研究などを産学連携の研究として取り組んでおります．また環境省「平成 30 年度地域連携・低炭素水素技術
株 を代表実施者として本実証事業」として室蘭市で大成建設

( 1 ) R. Kataoka, T. Kimura, N. Takeichi and A. Kamegawa: Inorg.
Chem., 57(2018), 46864692.
(連絡先〒0508585 室蘭市水元町27
1)(2018年 6 月12日受理)[doi:10.2320/materia.57.452]

研究室紹介

本
会

告

会

記

事

会費の自動振替のご案内 ………………………………………453
永年会員制度について …………………………………………453
2018年秋期講演大会ご案内 ……………………………………453
2018年秋期講演大会講演概要集 DVD の販売について ……453
日本金属学会・日本鉄鋼協会講演大会相互聴講のお知らせ…………………………………………………………………454
2018年秋期講演大会企画シンポジウム開催のお知らせ ……454
第 6 回ランチョンセミナー開催 ………………………………454
第 8 回女性会員のつどい ………………………………………455
平成30年度秋季 全国大学材料研究教室協議会講演会 ……455
2019年春期講演大会外国人特別講演および招待講演募集 …455
若手研究グループ集会 …………………………………………455
次期講演大会委員候補者の推薦のお願い ……………………456
講演大会セッション改変および分野(分科)改編について …457
会誌・欧文誌編集委員会からのお知らせ ……………………459
欧文誌編集委員会からのお知らせ ……………………………459
第42回技術開発賞募集 …………………………………………460
第69回金属組織写真賞作品募集 ………………………………460

事務局 渉 外 ・ 国 際 関 係secgnl＠jim.or.jp
会員サービス全般account＠jim.or.jp
会費・各種支払member＠jim.or.jp
刊 行 物 申 込 みordering＠jim.or.jp
セミナーシンポジウム参加申込みmeeting＠jim.or.jp
講 演 大 会annualm＠jim.or.jp
総 務 ・ 各 種 賞gaffair＠jim.or.jp
学術情報サービス全般secgnl＠jim.or.jp
分
科会stevent＠jim.or.jp
まてりあ・広告materia＠jim.or.jp
会 誌 ・ 欧 文 誌editjt＠jim.or.jp
公益社団法人日本金属学会
〒


 仙台市青葉区一番町




 FAX 





TEL 
http://jim.or.jp/

支部行事 …………………………460 次号予告 …………………………464
掲示板 ……………………………461 新入会員 …………………………465
会誌・欧文誌 9 号目次 …………463 行事カレンダー …………………467
投稿規程・出版案内・入会申込はホームページをご利用下さい．
会告原稿締切毎月 1 日で，翌月号掲載です．

会掲示板や行事のご案内は，ホームページにも掲載しております．

告(ホームページもご参照下さい)
年秋期(第回)講演大会ご案内

会費の自動振替のご案内
2019 年度会費自動振替のご案内を申し上げます．ホームページ
からのお手続きを宜しくお願いいたします．

会

期

会

場

2018年 9 月19日(水)～9 月21日(金)東北大学川内北キャンパス(仙台)仙台国際センター(ポスター会場)

ご参加

2017年 9 月19日(水)(ホテルメトロポリタン仙台)
当日受付をお願いします．

詳

ホームページ→2018秋期講演大会をご参照下さい．

懇親会
細ホームページ入会・会員→会費支払方法
年月日(金)2019年度会費自動振込申込締切 
問合せ・申込書送付先〒9808544 仙台市青葉区一番町 11432(公社)日本金属学会
 0222233685

会員サービス係

宛FAX 0222236312%

Email: member＠jim.or.jp

永年会員制度について
本会では長年にわたり本会の発展に尽された会員の労に報いるため，永年会員制度を設けております．自己申告制となっております
ので，該当すると思われる方は，はがき， FAX 又は E mail にて
会員番号，生年月日およびおおよその入会年を記入の上，本会事務局宛お問合わせ下さいますようお願いいたします．
申し出られた方について調査確認し，該当者については理事会に諮り，承認の上ご案内申し上げます．
永年会員制度

年秋期講演大会講演概要集 DVD の販売について
2018年秋期講演大会概要集 DVD を販売いたします．
ご購入希望の方は，下記をご記入の上， E mail または FAX でご注文下さい．
 件名を「
年秋期講演大会講演概要集 DVD 購入申込」◯
 申込者氏名，◯
 会員資格(会員番号も併記)，◯
 申込数◯
 送付先ご住所◯請求書を添えて送付いたします．
会員価本体4,000円＋税 定価本体10,000円＋税 送料360円
問合先〒9808544 仙台市青葉区一番町 1
1432(公社)日本金属学会
 0222233685

FAX 0222236312%

Email: ordering＠jim.or.jp

会員歴が継続して 40 年以上でかつ満 71 才以上の会員に対し「永年会員」の称号を贈る．永年会員は正
員会費を免除する．

受付締切

毎年 9 月30日
毎年 1 月 1 日(公社)日本金属学会

永年会員資格付与
問合先

◇

◇

◇

〒980
8544 仙台市青葉区一番町 11432
 022223
3685

Email: member＠jim.or.jp

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan日本金属学会・日本鉄鋼協会講演大会相互聴講のお知らせ

若手科学者へ贈る研究のヒント～未踏領域へ到達するために～申込方法当日受付
鉄鋼協会の講演を聴講する場合は，金属学会で従来の参加受付を済ませた後，鉄鋼協会受付で相互聴講の申込をする．

“独創的な研究成果に到達するためには，どのような姿勢で研究(註)

金属学会で講演発表する場合は，金属学会の正規大会参加申に臨むべきか”について著名なベテラン研究者にご講演頂き，会込みが必要です．

員，特に若手研究者にそのヒントを掴んでもらうことを目的とす

料

金一般・学生・非会員を問わず同一料金る．講演では，ご自身の研究の中で，どのような場面・分岐点でど聴講のみ(概要集無し)

3,000円聴講と概要集(1 冊)

6,000円のような選択をし，どのような結果に繋がったか，などの具体的な経験談や，あるいは組織・国からの視点から，どのようなシーズがどのように育つのか，などについて述べて頂き，シンポジウム全体
として独創的な研究成果に到達するための必要条件を浮き彫りにしたいと考えております．

年秋期講演大会企画シンポジウム開催のお知らせ
最新の研究や技術を発信し，多くの研究者・技術者が集い交流す日

日(木)～
時 年月

場

所

東北大学川内北キャンパス C 棟 3 階 C302(金属学会 K 会場)

る魅力ある講演大会を目指して，企画シンポジウムを実施していま

参加費

す．2018年秋期講演大会では，2 件の企画シンポジウムを開催いた

プログラム

本会の講演大会参加者は無料しますので，奮ってご参加下さい．

座長

松浦昌志(東北大)

1300～1335

基調講演

材料から実用まで ―現実を知りつつ想リガク顧問 浅井彰二郎

像力を用いよう第回自動車関連材料合同シンポジウム―自動車の革新を支える材料技術の最新動向―

1335～1410

近年の自動車を取り巻く環境は，従来からの課題である環境負荷

1410～1445

基調講演

超低速ミュオン顕微鏡 ―夢の量子ビー

ム開発
山梨大名誉教授・日本原研開発機構 鳥養映子

低減，軽量化，燃費などに加え，電動化，安全性，自動運転などに

基調講演

ネオジム磁石の発明
大同特殊鋼顧問 佐川眞人

―物質から材料へ―代表される革新技術への対応も求められ，より複雑化，高度化して―休憩いる．このたび，日本金属学会では，多くの材料を利用し日々進化

1455～1535

している自動車技術に焦点を当て，その技術の革新を基盤から支え

モデレーター

る材料技術における最新の動向について，日本鉄鋼協会，自動車技

パネルディスカッション10分―

梅津理恵(東北大)(40)

術会と合同でシンポジウムを企画しました．本シンポジウムでは日本金属学会からの講演者に加え，自動車技術会および日本鉄鋼協会
から自動車および鉄鋼メーカーの製造関係者ならびに材料研究者も第回ランチョンセミナー開催

迎えて最新の研究動向を講演していただき，自動車用材料技術の方向性を共有するとともに，講演大会参加者の研究における一助とな企

画ることを目的としております．

日

日(木)～
時 年月

会

場

日

時 年月日(水)～

場

所

参加費

東北大学川内北キャンパス C 棟 2 階 C200 (金属学会 E 会

参加費

株式会社

東北大学川内北キャンパス
無料

9 月 20日(木) 8 : 30より参加券を「機器展示会場」にて配布致します．金属学会または鉄鋼協会の大会参加証を金属学会・鉄鋼協会の大会参加者および自動車技術会会員

ご提示下さい．引き換えにご希望のセミナー参加券をおは無料渡し致します．

参加方法

4,000円(消費税込)

時間になりましたら，参加券をご持参の上，セミナー会

プログラム

場までお越し下さい．

1000～1005

開会の辞

東北大 杉本諭

鑑講演※ランチョンセミナーは同業者様等のご入場(セミナー
車体軽量化動向と技術適用

参加券をお持ちの場合でも)をお断りする場合がござ

SUBARU 飯塚隆

1035～1105

基調講演

11 05 ～11 35

Al/ Fe 異種金属接合における界面創製
東北大 佐藤 裕を目指して

自動車用鋼板接合技術の最新動向

1135～1205

基調講演

参加企業

新日鐵住金 児玉真二

基調講演

鉄鋼材料の水素脆化

上智大 高井健一

杉本

います．予めご了承下さい．
株 (A 会場 C●オックスフォード・インストゥルメンツ
棟 1 階 C101)「原子間力顕微鏡(AFM)による金属表面の腐食/電気化
学反応プロセスの経時変化観察」

菅澤祐昭●シュプリンガー・ネイチャー(F 会場 C 棟 2 階 C201)「研究とデータ管理について―昼食―

諭(東北大)

信頼のおける材料物

安倍雄一郎
株 TSL ソリューションズ(H 会場 C 棟 2 階 C205)●

鑑講演1330～1400

基調講演

自動車用耐熱材料・技術の最新動向

自動二輪車の材料技術と将来動向

14  00 ～ 14  30

基調講演

軽金属部材製造に関わる 3D プリンタ

ヤマハ発動機 久保田剛

大同特殊鋼 高林宏之

1430～1435―

性データベースの活用方法」

1300～1330



※予定数に達し次第，配布は終了致します．

井上純哉(東京大)1005～1035

座長

講義棟 C 棟(講演会場)

昼食を無料提供いたします．

場)

テキスト有料

座長

明報社

ー技術

産総研 岡根利光

閉会の辞

東大 井上純哉「OIMAnalysis8 および新型検出器の紹介」 鈴木清一
株 (J 会場 C 棟 3 階 C301)●東芝ナノアナリシス
「金属材料へのアトムプローブ分析応用事例の紹介」
佐々木智一
株 ( K 会場 C 棟 3●ヴァーダー・サイエンティフィック
階 C302)

本 会 記 事「アディティブ・マニュファクチュアリング( AM )の発展をサポートするヴァーダー・サイエンティフィック
の取り組み」

高辻博史

お問合せ下さい．

2018年11月20日(火)照会・推薦書提出先

推薦書提出期日〒980
8544 仙台市青葉区一番町 11432～

皆様のご参加をお待ちしております(公社)日本金属学会 国際学術交流委員会宛～

 0222233685

FAX 0222236312%

Email: gaffair＠jim.or.jp

日本金属学会・日本鉄鋼協会
第回女性会員のつどいのご案内
主催日

年月日(金)
～

時 

会

場

東北大学川内北キャンパス C 棟 4 階(C401)

内容

女性会員の交流・人脈作り．キャリアデザイン意見交

若手研究グループ集会

日本金属学会・日本鉄鋼協会男女共同参画委員会

換．仕事場や上司・部下への困ったこと等本音トーク．
学会への要望．などなど

若手研究グループ No.4

第回若手研究グループ「量子ビーム散乱測定による金属組織形成過程のマル
チスケール解析研究」

参加資格

金属学会・鉄鋼協会女性参加者．学生さん，子連れも参加申込

welcome♪
申込みは不要です．直接，会場へお越し下さい．

れ，その特性発現メカニズムを詳細に明らかにするためには，金属

持 ち 物

弁当，飲み物は持参でお願いします．

組織をあらゆる視点から観測することが不可欠です．本研究会でこの「つどい」に参加して，静かな部屋でゆっくり語り

は，量子ビームを用いた散乱測定技術・最先端観察技術・計算科学

合いましょう♪♪♪

を相互補完することにより，金属組織の定量化やその場測定の高度

梅津理恵(東北大学)rieume＠imr.tohoku.ac.jp

化ついて検討します．

問合せ先

平成
年度秋季 全国大学材料研究教室
協議会講演会ご案内

現在，社会の要求に応えるべく様々な新しい金属材料は生み出さ日

日(火)～ (受付開始)時 年月

場

所

東北大学多元物質科学研究所(〒 980 8577 仙台市青葉区
片平 211)

プログラム
日時 年月日(金)～

13 : 30～13 : 35

場

所




東北大学

聴講料

川内北キャンパス

無料

若手研究グループの趣旨説明

13 : 35～15 : 05

〈講演会〉

諸岡

V, Nb, Ti の微量添加による低炭素マルテンサイトの焼もどし
東北大 張 咏杰軟化抵抗(30)



部分焼入れ焼き戻しによるマルエージ鋼の変態初期組織の観察と組織微細化(30)東北大学大学院工学研究科教授 小池淳一




名工大 知場三周

異常 X 線小角散乱法を用いた金属材料の微細組織の定量評価
(30)




年春期講演大会の外国人特別講演および招待講演募集
春秋講演大会における外国人研究者による特別講演と招待講演に

聡

聡




1530～1630

大学発ベンチャーの難しさと意義―教育と事業の狭間で―座長

原子力機構 諸岡

原子力機構 金野杏彩

15 : 15～17 : 30




座長

諸岡

聡

幹事会

企画責任者

諸岡

聡(原子力機構)

大場洋次郎(原子力機構)

榎木勝徳(東北大)

ついては会員からの推薦をもとに，国際学術交流委員会において審議採択し，講演実施細目については講演大会委員会で決定いたしま

参加費

す． 2019 年春期講演大会における特別講演と招待講演を募集いた

申込・問合先無料しますので，下記要領によりご推薦下さい．

月日(月)までに Email にて，氏名・所属・電話番号・メールアドレスを明記の上，下記宛にお特別講演申し込み下さい．
講演者著名な外国人研究者とする．

日本原子力研究開発機構

講演時間30分(討論10分)

諸岡

物質科学研究センター

採択件数3～4 件

Email: morooka＠post.jparc.jp

聡滞在費補助10,000円×5 日(上限日数)
その他大会参加費免除，懇親会招待
招待講演
講演者有益な講演が期待される国内に滞在する外国人研究者とする．
講演時間15分(討論 5 分)

◇

◇

◇

採択件数5 件程度
滞在費補助なし
その他大会参加費免除
推薦用紙
所定様式(ホームページからダウンロード下さい)により，下記メールアドレス宛に「外国人特別講演推薦」と明記しお送り下さい．送信後 2～3 日過ぎても受理メールの無い場合は

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan





，年度講演大会委員候補者の推薦のお願い
講演大会委員会委員および調査研究委員会委員(旧分科会)は2019年 4 月の定時社員総会日が交替時期となっており，学会活動の一層の活性化を図るため，各界から積極的にご協力いただける気鋭の人材を求めております．
以下の要領で，次期講演大会委員候補者の推薦を募集いたします．
※調査研究委員会委員は講演大会委員会委員の中から選出いたします．
講演大会委員選出約110名程度を選出します．
講演大会委員会

調査研究委員会

大

分

類

1 分野

1 分科

材料と社会および先進機能材料

2 分野

2 分科

物性および電気・磁気関連材料

3 分野

3 分科

組織および計算科学

4 分野

4 分科

力学特性

5 分野

5 分科

材料化学

6 分野

6 分科

材料プロセシング

7 分野

7 分科

生体・医療・福祉

8 分野

8 分科

構造材料

9 分野

9 分科

エネルギー関連材料

講演大会委員会組織の構成員



委員長

1名




副委員長




各分野の委員長

1名
1名




各分野の副委員長



各分野の幹事

数名

1名




各分野の委員数名



その他理事会の決議による構成員

数名

調査研究委員会(旧分科会)組織の構成員



委員長




副委員長

1名




各分科の委員長




各分科の副委員長



各分科の幹事

その他理事会の決議による構成員

1名

委員候補者の資格
推薦資格

1名
1名

数名
数名

金属学会正員であり，2019年 4 月末時点で45歳以下の方

現講演大会委員および現分科会委員または 2 名以上の正員の連名による推薦(自薦も可)．自薦の場合も，推薦者は必要です．

推薦用紙記入方法
所定の推薦用紙で以下を明記の上，金属学会事務局宛(下記メール宛)に推薦下さい．
推薦用紙はホームページよりダウンロード出来ます．
 候補者氏名◯

 生年月日◯ 推薦分野(分科)◯ 勤務先・役職名◯

 連絡先住所・電話・ E  推薦者氏名(勤務◯mail ◯

先・電話・Email)候補者推薦締切 年月日(月)問合・送付先〒9808544 仙台市青葉区一番町 11432(公社)日本金属学会 講演大会委員会担当係
 0222233685

Email: stevent＠jim.or.jp

本 会 記 事

講演大会セッション改編および分野(分科)改編について
2018年 9 月 1 日
講演大会委員会委員長 杉本

諭

講演大会委員会は，講演大会における更なる討論の活発化を目指したセッション改編の新分類および分野(分科)再編を検討
し，大分類による新たな分野(分科)体制に改編します．またこれにより，調査研究事業，刊行事業，表彰事業の研究区分の整合性を高めることを目指しています．
講演大会セッション改編の方針
講演大会参加者，特に企業研究者・技術者や若手研究者・技術者にもわかりやすいセッション編成に改編し，さらに魅力ある講演大会を目指す．
本会がこれまで得意とし，多くの成果を上げてきた分野や今後もリードしていくと期待される分野を明確化し，わかりやす
く示す．
学理・現象・プロセッシング別セッションと材料別セッションにおいて重複するセッションを一元化する．
本会の調査研究事業，刊行事業や表彰事業の研究区分と整合性を高める．
セッション分類の見直し・改訂を時代の社会情勢を見ながら弾力的に実施する．
講演大会セッション改編(セッション大括り)による新部門，新分類
セッション大括りは，4 部門，12大分類でセッションを大括りし，それぞれに中分類とセッションキーワードを設け，該当する研究領域を明確化しました(次頁参照)．
なお，セッション改編および分野再編は途中経過の段階であり， 2019 年 4 号会告で講演大会セッション改編を案内し，2019年秋期講演大会募集の実施を予定しています．

新たな分野(分科)体制の改編
セッション改編(大括り大分類)により，これまでの 6 分野(分科)体制から 9 分野(分科)の新体制に改編します．
講演大会委員会(新分野)

調査研究委員会(新分科)

第 1 分野第 1 分科

1. 材料と社会
12. 先進機能材料

第 2 分野第 2 分科2.
9.

第 3 分野第 3 分科3. 組織
11. 計算科学

第 4 分野第 4 分科4.

力学特性

第 5 分野第 5 分科5.

材料化学

第 6 分野第 6 分科6.

材料プロセシング

第 7 分野第 7 分科7.

生体・医療・福祉

第 8 分野第 8 分科8.

構造材料

第 9 分野第 9 分科10.

エネルギー関連材料

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan

分野(分科)の大分類(参照講演大会セッション改編)

物性
電気・磁気関連材料



～講演大会セッション改編(案)～
大 分 類

中 分 類

セッションキーワード

大 分 類

中 分 類

生体材料基礎・生体構造生体機能化応答

教育
歴史・材料考古学

表界面生体機能化

技術革新・技術伝承
1.

材料と社会

セッションキーワード
細胞機能・組織再生

部門．社会

材料と社会

生体・医療・福祉材料
7.

環境

生体・医療・
福祉

ダイバーシティ

生体用 TiTi 合金
生体材料設計開発・
臨床
Additive Manufacturing・テー
ラーメード医療材料

新領域・その他
生体安全性・有効性評価
部門．基礎新領域・その他
電子物性
部門．応用
原子的構造と物性
2.

物性

物性

Fe
Fe 合金

物性評価

金属材料

Cu
Cu 合金

新領域・その他
Ti
Ti 合金

熱力学・状態図・相平衡
軽金属材料

拡散・相変態
相安定性・相変態

Al
Al 合金

マルテンサイト変態・変位型相
変態
合金・アモルファス・準結晶

3.

組織

Mg
Mg 合金

セラミックス材料
8.

構造材料

組織制御技術
組織制御

セラミックス材料

ジェットエンジン・ガスタービ
耐熱材料
ン耐熱材料
(耐熱・耐環境材料)
蒸気発電耐熱材

再結晶・粒成長・集合組織
機能性構造材料

機能性構造材料

組織観察・分析
分析・解析・評価

複合材料
計算材料科学・材料設計

複合材料
ポーラス材料新領域・その他
新領域・その他

強度・力学特性伝導・実装材料
塑性・疲労・破壊電気・電子・光関連 半導体・誘電体材料
連材料
光・電磁波関連材料

力学特性の基礎
高温変形・クリープ・超塑性
力学特性評価
4.

力学特性

9.

欠陥と組織

電気・磁気関連材料

ソフト・ハード磁性材料
磁性材料

スピントロニクス・ナノ磁性材料

多結晶組織
力学特性と組織

磁気機能材料
金属間化合物新領域・その他
超微細粒組織(原子力材料)新領域・その他
熱電材料
製・精錬の物理化学

熱関連材料(センサー材料)

融体・高温物性
物理化学

10.

エネルギー関連材料

腐食・防食
高温酸化・高温腐食
5.

材料化学

電池材料・イオン伝導材料
水素・電池関連材料 水素化物・水素貯蔵・水素透過・水素関連物性

表面処理・表面改質・コーティ
ング
表面・界面

新領域・その他
部門．材料フロンティア

表界面反応・分析
構造・組織・特性・ 計算材料科学・材料設計
物性

触媒
新領域・その他

11.

計算科学

データ科学

先進機能材料気相プロセス

薄膜・厚膜作製技術

データ科学
新領域・その他

環境・リサイクルプ 環境・リサイクル技術
ロセス
12.

ナノ・萌芽材料

先進機能材料新領域・その他

溶融・凝固プロセス 凝固・結晶成長・鋳造技術
6.

材料プロセシング

塑性変形・塑性加工技術
固相プロセス

粉末・焼結・造形技術
溶接・接合・複合技術

材料評価，プロセス 材料評価技術
評価技術
新領域・その他

本 会 記 事

会誌・欧文誌編集委員会からのお知らせ

日本金属学会誌および Materials Transactions のオンライン・ジャーナル化のお知らせ

日本金属学会誌および Materials Transactions は，将来的な論文のマルチメディア対応を視野に，2019年 1 号より，オンライン・ジャー
ナル化することが決定いたしました．
これにより，冊子は購読希望者に実費にて頒布することとなり，購読費，掲載論文のカラー図表および別刷の取り扱いについて，下記のよ
うに変更いたします．
今後も，日本金属学会誌ならびに Materials Transactions へのご投稿，および掲載論文のご購読等，より一層ご活用下さい．
■購読費について
会誌
冊子

電子

1 冊1,500円(年間18,000円)(税別・送料込み)
年間52,400円(税・送料込み，価格据え置き)

(個人)
(機関)

Materials Transactions
冊子
(機関)

無料

(機関)

大学等80,000円，企業160,000円(税込み，価格据え置き)

電子

1 冊4,000円(年間48,000円)(税別・送料込み)
年間52,400円(税・送料込み，価格据え置き)

(個人)

(個人)

(個人)
(機関)

正員7,000円 学生員4,000円(税別)
大学等機関ごとの価格設定となりますので，お問い合わせ下さい．
企業200,000円(税込み，価格据え置き)■カラー図表について
オンライン・ジャーナルカラー表示希望の場合，1 図表あたり1,000円をご負担いただきます．
冊子・別刷オンライン・ジャーナルがカラー表示の場合でも，すべてモノクロ印刷となります．
■別刷について寄贈分は廃止．希望者に下記表の金額にて頒布します(投稿・掲載費用は従来通り)．
別刷料金表(税別，表紙は一律10,000円)

1 セット(50部)

4 頁以内

5頁

6頁

7頁

8頁

9頁

10頁

7,000円

8,000円

9,000円

10,000円

11,000円

12,000円

13,000円

欧文誌編集委員会からのお知らせ

特集企画の投稿募集■Recent Advances in Indentation Technique(インデンテーション技術の最前線)
インデンテーション技術は，ナノスケールにおける様々な材料の機械的特性を評価する手法として，学術的および工学的応用において益々重要になっている．第 6 回国際インデンテーションワークショップ(IIW6)は，学術的な最新知見，新たな材料への応用展開や先端計測技術などの情報交換を行う重要な機会である．本特集では，本ワークショップでの成果を中心に，インデンテーション技術に関するオリジナル論
文およびレビュー論文を対象とします．
上記テーマに関する特集を，Materials Transactions 60巻 7 号(2019年 7 月発行)に予定しております．多数ご投稿下さいますようお願いい
たします．
掲載予定号

第60巻第 7 号(2019年)

2019年 1 月 7 日
投稿に際しては，日本金属学会欧文誌投稿の手引・執筆要領(本会 Web ページ)に従うこと．
原稿締切日通常の投稿論文と同様の審査過程を経て，編集委員会で採否を決定する．
著者は，投稿・掲載費用をご負担願います．
問合せ先

〒980
8544 仙台市青葉区一番町 11432(公社)日本金属学会 欧文誌編集委員会
 0222233685

FAX 0222236312 Email: editjt＠jim.or.jp%

http://jim.or.jp/

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan




支部行事

第回技術開発賞「新技術・新製品」記事募集
応募締切
年月日(水)日本金属学会東北支部地区講演会
賞の名称

第42回公益社団法人日本金属学会技術開発賞

賞の対象

まてりあ「新技術・新製品」記事に掲載された記事( 1日時号から)が選考対象となります．

場

所[共催] 日本鉄鋼協会東北支部

2018年10月26日(金)1430～1650
弘前大学創立50周年記念会館 岩木ホール

2019年 9 月の秋期講演大会
原稿問合先 まてりあ係 Email: materia＠jim.or.jp

表

彰

詳

細

(弘前市文京町 1 番地)

https://www.hirosakiu.ac.jp/jimu/soumu/kaikan/

まてりあ 8 号406頁 or ホームページ本会賞の募集

申込 URLhttp://gijutsu.jim.or.jp/entry
技術開発賞の問合先

access.html｢イノベーションに向けた産学連携」

テーマ
開会挨拶

日本金属学会東北支部長

鈴木茂(公社)日本金属学会各賞係
 0222233685

Email: gaffair＠jim.or.jp

講演 1

1435～1535
日本の産業基盤を支える完全非接触での超高温融体熱物
性・温度計測への挑戦

第
回金属組織写真賞作品募集

弘前大学地域戦略研究所 准教授 小畠秀和

応募締切
年月
日(土)

講演 2

1545～1645
産学連携の系譜とオープンイノベーション

第69回公益社団法人日本金属学会組織写真賞

参加費

無

懇親会

1730～1930 会費3,000円
懇親会の申込締切
10月19日(金)東北大学金属材料研究所 教授 今野豊彦

賞の名称
募集部門

「写真賞部門」

1.

光学顕微鏡部門

2.

走査電子顕微鏡部門(分析，EBSD 等を含む)

3.

透過電子顕微鏡部門(STEM，分析等を含む)

料

詳しくは下記連絡先までお問い合わせ下さい．
連絡先

弘前大学地域戦略研究所

小畠秀和

Email: kobatake＠hirosakiu.ac.jp
 0177353362 %FAX 0177355411

4. 顕微鏡関連部門(FIM, APFIM, AFM, X 線 CT 等)
注光学顕微鏡と透過電子顕微鏡写真，走査電子顕微鏡と透過電子
顕微鏡写真等の組写真を応募する場合，応募者が最も適切と判断する部門を選択すること．
申込要領

第
回

下記 URL の申込フォームにより説明文を入力し，写真
作品データを提出する．

ヤングメタラジスト研究交流会
開催のご案内【写真作品】
 写真データの解像度は， A2 版サイズを前提に 400 dpi 以上とす◯

ヤングメタラジスト研究交流会は，関東支部内の大学や企業に所属する若手研究者の交流を目的とし 2004 年に第 1 回目が開催される．
 写真データは PDF または画像ファイル( jpg など)で提出する．
◯(それ以外はプレビュー表示が出来ない)
 写真と図の組み合わせでも提出は可(写真，図への挿入文字は小◯さすぎないこと)．

て以降，今年で第 15 回目を迎えます．支部内の若手研究者と研究に熱意ある学生が研究活動の報告を通じて互いに交流し，連携を深めることで，関東支部の金属材料研究がより一層活性化することを
株 IHI 横浜事業所ゲストハウスにて目指しております．本年度は，

 作品には，応募者名，共同研究者名を記載しない．
◯

若手研究者による講演およびポスターセッションを開催いたしま 応募作品数には制限を設けない．
◯

す．また，製品展示エリアにおける IHI の技術や製品の紹介も企画しております．皆様のご参加をお待ちしております．

 他学協会等の同様の賞を受賞してない作品であること．
◯

詳細まてりあ 8 号520頁 or ホームページ本会賞の募集

申込 URLhttp://picture.jim.or.jp/entry
送付・問合先 (公社)日本金属学会 各賞係
 022
2233685

Email: gaffair＠jim.or.jp日年月日(月)～

時 

場

所

株 IHI 横浜事業所


ゲストハウス(正門左手)

http://www.ihi.co.jp/ihi/company/offices/yokohama_engineering/アクセスJR 京浜東北・根岸線「新杉田駅」より徒歩 5 分
京浜急行「杉田駅」より徒歩15分
シーサイドライン「新杉田駅」より徒歩 6 分
スケジュール
1245
1300

開会挨拶・諸連絡1300
1430

製品展示エリア見学・材料技術紹介

1440
1610

講演1620
1730

ポスターセッション(第 1 部)

17301900

ポスターセッション(第 2 部)兼懇親会・ポスター賞
表彰式

講演プログラム1440
1510



ニッケル基合金のリング圧延を模擬した高速鍛造時

本 会 記 事

在中」と朱書し，「簡易書留」で送付のこと．

の組織変化 IHI 技開本部 基盤技研 材料研 環野直也
15101540

タービンブレード用 Ni 基単結晶超合金に対する Ir

1540
1610

アルミニウム合金の時効処理による高剛性化の影響

物材機構 構造材料研究拠点 森

雄飛※2

原則として，提出された書類等の返却はしません．

問合せ先

機械工学科主任教授

石出忠輝

 043830
4082(ダイヤルイン)Email: ishide＠m.kisarazu.ac.jp

横浜国大大学院工 岩岡秀明

懇親会費のみ2,000円/一般，無料/学生

参加費

参加申込方法交流会に参加をご希望の方は/(金)までに氏名，所集会

属，連絡先， Email などを下記リンクの登録フォームからご応募下さい．

(独)日本学術振興会 第

委員会
第
回 状態図・熱力学セミナー「状態図と相変態の熱力学」開催案内

https://rme.mm.t.utokyo.ac.jp/ym2018/
ポスターセッションについては，運営の都合上，下記の通り別途締切を設けます．
学生ポスターセッション/(金)
ポスター仮題とともにご応募下さい．
ポスターアブスト提出締切/(金)

第172委員会〔協賛〕資源・素材学会，軽金属学会，金属学会，熱測定学会，〔主催〕(独)日本学術振興会

申し込み時にフォーマット(A4 の 3 分の 1 ページ分)をお送り
します．

鉄鋼協会
セミナー概要ポスターサイズA0 サイズ(841 mm×1189 mm)縦型

状態図は，「材料設計の地図」であると形容されるように，目的Email: yutaro_ota＠ihi.co.jp
shiraiwa＠rme.mm.t.utokyo.ac.jp

問合せ先のミクロ組織を得るため，製造プロセスの最適化のための重要な

株 IHI 大田祐太朗


役割を持っています．CALPHAD 法は，状態図計算・評価手法
として広く行われており，現在では多くの熱力学計算ソフトウェ

東京大学大学院工学系研究科 白岩隆行

ア，熱力学データベースが市販・公開され，材料開発に用いられています．これまでのセミナーでは，熱力学基礎・状態図計算を中心に取り上げてきましたが，今回は，動力学へと一歩進んだ内容をテーマとして，一日目に平衡論と速度論の基礎を取り上げ，
二日目により実践的な内容である実験による析出・変態の観察，解析手法について解説します．これらに関連する最新トピックス
をはさみながら，相変態・析出の基礎から実験手法までを概観し〈公募類記事〉
無料掲載募集人員，締切日，問合先のみ掲載．
有料掲載1/4頁(700～800文字)程度．
「まてりあ」とホームページに掲載15,000円＋税ホームページのみ掲載
10,000円＋税〈その他の記事〉 原則として有料掲載．
原稿締切・掲載号毎月 1 日締切で翌月号 1 回掲載
原稿提出方法電子メールと FAX 両方(受け取りメールの確認をして下さい)原稿送信先%FAX 0222236312 Email : materia＠jim.or.jp◇木更津工業高等専門学校 機械工学科(材料学関連)助教 公募◇

ます．
日

月
日(火)～月日(水)
時 

場

所

アクセス
定

員

東京分室(サピアタワー10F)
http://www.bureau.tohoku.ac.jp/somu/bun/bun.html
40名
東北大学

プログラム
一日目
平衡論基礎NIMS 阿部太一

大阪府大 沼倉速度論基礎

宏

東北大 大谷博司

関連トピックス

採用職名・人員

助教名

所属・専門分野

機械工学科・材料学関連

実験手法・解析法基礎

東北大 宮本吾郎

担

当

科

目

材料学，設計製図，工業力学，工学実験等

実験手法・解析法基礎

京大 奥田浩司

応

募

資

格

関連トピックス

JFE 山下孝子






二日目

原則，博士の学位を有する者または採用時までに博士の学位

申し込み方法を取得見込みの方

本ウェブサイトから申込書を入手し必要事項を記入後，メール添付

教育，研究に情熱をもち，学生指導，課外活動，校務にも理にて 阿部(abe.taichi＠nims.go.jp)までお送り下さい．
http://www.nims.go.jp/CSMD/members/Seminar/12thPDSeminar.

解と熱意のある方，地域貢献に理解と熱意のある方待遇任期定年までとします．

※ただし，学位(博士)を取得していない場合は，雇用開始後 2

htm
申込締切 
月日(火)年間の任期付き助教採用とし，任期中に学位(博士)を取得し期日より前に定員に達した場合には，その時点で締め切らせていたた場合に限り，期間の定めがない教員とします．

だきます．当日申込みはありません．

採 用 予 定 日

2019年 4 月 1 日
本校 HP 掲載の公募要領を確認願います．

提

出

書

類

選

考

方

法

応

募

期

日(水)必着限 年月

書 類 送 付 先

http://www.kisarazu.ac.jp/jinji.html
第 1 次選考(書類選考)
第 2 次選考(面接および模擬授業)

世話人
問合先

阿部太一(NIMS)，大谷博司(東北大)，山下孝子(JFE)
物質・材料研究機構 構造材料研究拠点 計算構造材料設
計グループ

阿部太一

 0298592628

Email: abe.taichi＠nims.go.jp〒2920041 千葉県木更津市清見台東 211
1
木更津工業高等専門学校長 宛※1

封筒の表に「機械工学科教員(材料学関連)(助教)応募書類

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan




集

■第回 
年月日(金)
～会

テーマチタンの過去，現在，未来，そして私の夢◇レアメタル研究会◇■主催

レアメタル研究会

主宰者

東京大学生産技術研究所 岡部

協力(一財)生産技術研究奨励会(特別研究会 RC40)

共催

東京大学マテリアル工学セミナー，レアメタルの環境

徹

教授

術研究所

夢(仮)(40分)

大阪チタニウムテクノロジーズ

代表取締役社長 杉o康昭 講師
中国におけるチタン業界の状況と，私が取り組んでいる新製錬法(仮)(40分)

東北大学大学院工学研究科

金属フロンティア工学専攻
教授 朱

非鉄金属資源循環工学

寄付研究部門(JX 金属寄付ユニット)(公社)日本金属学会他

賛間午後 200～
演

持続型エネルギー・材料統合研究センタ

ー，東京大学生産技術研究所

■開催会場

時
講

大阪チタニウムテクノロジーズの過去，現在，未来，そして私の調和型リサイクル技術の開発研究会，東京大学生産技協An 棟 2F コンベンションホール

★チタンシンポジウム★(合同開催)

鴻民

講師

日本のチタン業界に対する期待と，私が取り組んできたチタン製錬の研究(仮)(40分)

東京大学生産技術研究所

東京大学

An 棟 2F コンベンションホール
(〒153
8505 東京都目黒区駒場 461)

生産技術研究所

教授 岡部

徹

講師

チタンの金属 Additive Manufacturing に関する現状と将来(仮)(40分)

大阪大学大学院

工学研究科

マテリアル生産科学専攻

教授

中野貴由

講師

(最寄り駅駒場東大前，東北沢，代々木上原)世界における国内非鉄産業について(チタン，銅を中心に)(仮)■参加登録・お問合せ(40分) 東邦チタニウム株式会社 代表取締役社長 西山佳宏
午後 600～ ポスター発表 兼 研究交流会・意見交換会

東京大学 生産技術研究所
岡部研究室 レアメタル研究会事務担当

宮嵜智子Email: okabelab＠iis.utokyo.ac.jp(An 棟 2F

〈平成30年度 レアメタル研究会開催予定のご案内〉(2018.7.31現在)■第82回 2018年 9 月14日(金)

講師

ホワイエ)

関連シンポジウム寄付ユニット特別シンポ「Escrap シンポジウ
ム」11月30日(金)■第83回

2018年11月 9 日(金)★チタン関係シンポジウム★(合同開催)■第回 年月日(金)
～(関連シンポジウム寄付ユニット特別シンポ「 E scrap シン

An 棟 2F コンベンションホール

★貴金属シンポジウム(第 6 回)＋新年会★(合同開催)
テーマ貴金属の製錬・リサイクル

ポジウム」11月30日(金))■第84回

2019年 1 月11日(金)★貴金属シンポジウム(第 6 回)＋新年会(合同開催)■第85回

2019年 3 月 8 日(金)★佐藤修彰教授と藤田豊久教授が熱く語る特別シンポジウム＋慰時

間午後 200～

講演

貴金属の製錬・リサイクル技術に関する講演(30分)(例年通り，数件の講演を予定)

労会★(合同開催)

講師依頼中
午後 600～■第
回 
年月日(金)
～

ポスター発表(An 棟 1F

An 棟 2F コンベンションホール

兼

研究交流会

レストラン

アーペ(予定))テーマ非鉄業界の動向，非鉄系材料研究の動向，マイナーメタル■第回 
年月日(金)
～

の話題
時

間午後 200～

講演

慰労会★(合同開催)

銅合金の高機能化と合金添加元素としてのマイナーメタル(仮)テーマご卒業講演佐藤先生，藤田先生の研究と活動，非鉄業界(60分)と研究の将来展望

JX 金属株式会社

執行役員

技術本部副本部長 結城典夫

講師

非鉄産業界に対する期待と大学における新しい展開(仮)(45分)
東京大学生産技術研究所

ゲルマニウムの現状と将来
分)

An 棟 2F コンベンションホール

★佐藤修彰教授と藤田豊久教授が熱く語る特別シンポジウム＋

教授 岡部

徹

間午後 200～

講演

稀有なレアメタル実験室(60分)

講師～製錬法から応用まで～(仮)( 60

東北大学

経営戦略室

担当課長 千葉一美

研究交流会・意見交換会(An 棟 2F

多元物質科学研究所

教授 佐藤修彰

講師

システム創成学専攻

教授 藤田豊久

講師

講師依頼中(40分)演題未定(60分)

カーリットホールディングス株式会社

午後 600～

時

講師

ホワイエ)

東京大学

工学系研究科午後 600～

研究交流会・意見交換会(An 棟 2F

ホワイエ)

＊レアメタル研究会ホームページ＊

http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/japanese/rc40_ j.html

◇



◇

◇

本 会 記 事Influence of Metallic Foam Inter-Layers on the
Mechanical Properties of Self-Piercing Riveted
Sandwich Joints

日 本 金 属 学 会 誌 掲 載 論 文Vol. 82, No. 9（2018）

Jiamu Liu, Xiaocong He, Wenyou Ding and Kai Zeng―論
文―
レーザフォーミングにおける平行線状加熱順序が曲面
秋山哲也 北村貴典 東 謙吾
成形に与える影響
倉本洋彰

岸

大祐

放電プラズマ焼結によるチタン／ジルコニア複合生体菊池将一 片平和俊 小茂鳥 潤
材料の創製
鋳造プリカーサ法によるポーラスアルミニウムの作製
鈴木良祐

西本拓真

半谷禎彦

荘司郁夫

松原雅紹

純マグネシウム単結晶の一軸疲労試験における疲労破
壊機構の結晶方位依存性
城戸優汰

中村旭伸

角田星也

津志田雅之

北原弘基
安藤新二

分散粒子を含まない非懸濁溶液からの Zn Zr 酸化物
複合電析に及ぼす添加剤の影響
原

洋輔

植田大樹

大上

悟

中野博昭

Experimental Investigation on the Laser Welding
Characteristics of 6061-T6 Aluminum Alloy Sheets
Young-Gon Kim, Myoung-Ho Kim and Sung-Min Joo
Materials ChemistrySurface Properties of Intermetallic Compound
Layer Formed on Titanium Alloy by AIH-FPP (Atmospheric Controlled Induction Heating Fine Particle Peening) Treatment
Shogo Takesue, Shuya Saito, Jun Komotori,
Yoshitaka Misaka and Kazuhiro Kawasaki

Selective Nickel Leaching from Nickel and Cobalt
Mixed Sulfide Using Sulfuric Acid
Hiroshi Kobayashi, Hirofumi Shoji, Satoshi Asano and
Masaki Imamura
Materials Processing

Surface Microstructure and Properties of Nodular
Cast Iron Rapidly Solidified by Laser Surface
Melting

Materials Transactions 掲載論文

Reita Murakami, Ichihito Narita and Hirofumi MiyaharaVol. 59, No. 9（2018）

Soldering Behavior of JIS ADC12 Alloy Die Castings and Its Mechanism―Overview―
Challenges in the Recycling of Precious Metals
Yoshihiro Kayanuma, Shoei Mizuhashi and Yuichiro Shindo―Review―
Improvement of the Thermoelectric Performanceof Pseudogap and Narrow-Gap Compounds via
Yoshiki Takagiwa
Theoretical Calculations―Regular Article―
Materials Physics

Exploratory Study of Substitutional Elements in
Mg2Si for Inducing State of Negative Chemical
Yoji Imai, Naomi Hirayama,
PressureAtsushi Yamamoto, Tsutomu Iida and Ken-ichi Takarabe

Ab-initio Study of the Magnetic Properties of(Mn0.75X0.25)AlGe (X＝V, Cr, Mn, Fe)
Yusuke Fukuda and Shinpei Fujii
Mechanics of Materials

Application of the Transient Pulse Method to
Measure Clay Permeability
Masaji Kato, Yoshitaka Nara, Yuki Okazaki,
Masanori Kohno, Toshinori Sato, Tsutomu Sato andManabu Takahashi

Effect of Elapsed Time Following Arc Welding on
the Static Strength of Lap Fillet Joints in HighStrength Steel Sheets
Hiroki Fujimoto, Teruki Sakamoto and Yujiro Tatsumi

Yasushi Iwata, Hiroaki Iwahori and Yuichi Furukawa

Microstructure, Mechanical Properties and Flowability of Ultra Low Silicon Hyper-Eutectic FlakeToshitake Kanno, Ilgoo Kang,
Graphite Cast Iron
Naoaki Kikuchi and Yuki Iwami

Fabrication of Silver Nanoparticles Using HighPressure Wet-Type Jet Mill
Eiji Fujii and Mitsuaki Furutani

The Bondability and Reliability of a Ternary Ag
Alloy Wire on an Al Bonding Pad under N2-Free
Gun Rae Kim, Sang-Su Ha,
Conditions
Cheol-Hyeon Park, Sangwoo Pae and Byoungdeog Choi

Liberation Characteristics Assessment for Copper
Component in PCB Comminution Product by Image Analysis
Seungsoo Park, Seongmin Kim, Seongsoo Han, Boram Kim,
Byeongwoo Kim, Yosep Han and Jaikoo Park
Engineering Materials and Their Applications

Biosynthesis, Characteristics and Antibacterial
Activity of Silver Nanoparticles Using Lemon
Citrus Latifolia Extract
Duong H. T. Linh, Nguyen P. Anh, Truong T. A. Mi,
Nguyen T. Tinh, Hoang T. Cuong, Tran L. Quynh,
Nguyen T. T. Van, Nguyen V. Minh and Nguyen Tri

Optical and Electrical Properties of a-MnTe Thin
Films Deposited Using RF Magnetron Sputtering
Shunsuke Mori, Yuji Sutou, Daisuke Ando andJunichi Koike

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan―Rapid Publication―
Influence of Reductant Concentration on the Conduction Path Formation Properties of Solderable
Polymer Composites

Enhanced Mechanical Properties of Al
36Si Composite via Friction Stir Processing and Subsequent
Heat Treatment
Chen Wang, Beibei Wang, Quanzhao Wang, Liqing Chen,
Peng Xue, Bolv Xiao and Zongyi Ma

Byung-Seung Yim, Jeong Il Lee and Jong-Min Kim

Effects of Various Factors on Carbonate Particle
Growth Using Ureolytic Bacteria

Evolution Behavior of Hydrogen-Induced Nano
Zn
MgCu Aluminum Alloys under
Voids in Al
Hongye Gao, Hang Su, Kazuyuki Shimizu,
Loading

Md. Al Imran, Mai Shinmura, Kazunori Nakashima andSatoru Kawasaki

Chihiro Kadokawa, Hiroyuki Toda, Yasuko Terada,
Kentaro Uesugi and Akihisa Takeuchi

Environment

Announcemen

まてりあ

第巻

［最近の研究］液相法によるナノ粒子表面への金属酸化物のナノ
コーティング ………………………………大野智也
電析バルクナノ結晶 Ni 合金における熱処理後の引張挙動 ……………松井 功 山本剛久 滝川順庸
［入 門 講 座］拡散接合 その 2
―金属を接合するには，接合装置，接合面積の増加過程，接合面の皮膜の挙動― …………大橋 修

◇

第号

予告

［新 進 気 鋭］温泉バイナリー発電所におけるスケール問題とその抑制材料の開発 …………………………盛田元彰―他―

編集の都合により変更になる場合がございます．

◇◇

原発はどのようにして壊れるか

金属の基本から考える
小岩昌宏・井野博満

著

東日本大震災が発生するまで，原発が故障することはあっても，する．そして最後の「金属材料と原発の設計」では，原発の設計

原発が壊れることを考えていた人は，どの程度いるだろうか．これにおける金属の役割をはじめ，大災害から学んだこと(あるいは学までの通念を覆す本書のタイトルは刺激的であるが，その内容はいぶべきこと)を基に，原発そのものの設計に切り込む．

たって学術的で，未曽有の大災害を起こした原発事故を金属(メタ原発は，エネルギーや環境だけでなく，安全安心が関与する国際ラジー)の立場で繙いた，我が国では珍しいスタイルの本である．

的な社会問題である．このような関心の高い問題に，実は金属が深の「金属の基本」では，金属の結晶，拡散，固相反応，加工，く関与し，重要な役割を担っている点を紹介している点は特筆に値

そして社会基盤材料として最も実用に供される鉄と鋼について，要しよう．また，マテリアルを勉強する学生たちが，自分たちの勉強

点をコンパクトに纏め，金属の基本を知るには恰好である．のする金属がどのように社会と関わっているかを知る意味で，好例の「金属の強さと弱さ」は，構造材料として必須の強度を，強くする

ケーススタディを提供した本と言える．本書の構成は，からまという視点と壊れるという視点の，相対する立場から紹介していでシームレスに繋がる順序立てとなっており，著者の工夫の跡がうる．の「原子炉材料とその経年劣化」では，原子炉内反応の基本かがえる．本書は，専門書としてだけでなく社会学習書の意味合いの紹介に続き，原子炉用材料，劣化(照射損傷・疲労・腐食)を記載も兼備し，お奨めの本である．
(東北大学金属材料研究所

している．「照射脆化」は，実際の原発の脆化に焦点を充て，長年金属の研究に従事してきた著者の脆化に対する考えと，原子力規〔2018年 A5 版

アグネ技術センター

200頁

正橋直哉)

1800円＋税〕

制委員会での発言がふんだんに紹介され，盛り上がりは最高潮に達

本 会 記 事(2018年 6 月21日～2018年 7 月20日)

正

員

久保隼人
佐々木拓也
千葉悠矢
中島
宏
学

生

北丸章浩
熊谷清孝
清宮優作
長江昂亮
堀坂卓也
石川遼典
阿部和裕
伊東達矢
藤本雄大
真中智世
小池拓実
大原昇利
浦内秀平
吉田拓矢
堀江竜気
新井浩太
平田雅裕
鈴木優里菜
LEE Inho
若生憲明
山崎拓矢
田中芹奈
水野潤一
森山弘啓
南田雄哉
熊本和宏
森 啓太朗
服部和樹
金子拓朗
村上俊太郎
宮崎龍正
屋代
剛
佐藤真悟
冨田航平
山本卓人
村上浩市
山岸奎佑
山田宏樹
三ツ井恒平
安孫子 瞳
檜枝賢護
高木徹郎
岡
翔斗
平船和哉
吉田恭平
前田健太
山下将哉

名古屋大学
淡路マテリア株式会社
九州大学

鴇田
駿
寺澤麻子
岸田憲明
石田洋平

大阪大学

原田
祥
松村貴広
鈴木佑弥
杉山浩一
西
智也
村松星彦
東海泰三
市川大晶
古田将寛
高橋
巧
油井翔太郎
山口孔大朗
野口仁美
徳永早希子
南
洋乃
内田優人
村上周作
古谷
玲
服部夏実
安本尚人
浅野佑弥
武田陽佑
林田誠弘
中西真之
岡本拓哉
渡部克基
中村大樹
渡邊健汰
奥村明央
鈴木康太
谷
俊平
岡田典浩
大畑智誠
沖
直人
伊藤樹人
鶴岡侑生
川村尚也
内山愛文
荒木祐二
成田将也
岸本竜介
入谷友樹
佐藤
匠
佐藤広也
池部由樹子
湯浅康佑
野中慎也

岡山大学

東京工業大学
大阪大学
北海道大学

荒木慶一
宮田龍一
谷村
洋
大庭圭祐

名古屋大学

久我
敦
近藤
司
中川史崇
深川元喜
山本
満
玉澤幸也
清水嵩宥
島
遼翔
馬島正成
外園春樹
山本恭平
松本憲志
姫野雄太
泉
隆宏
岩下稜介
小野拓也
鎌田峻輔
高瀬仁菜
梅原健太
小野佑太
梁
誠明
菅原
涼
内海春来
折原駿介
寅本雄大
中村健義
今
七海
田中孝典
蓮沼和也
近藤景勝
高井亮佑
門脇和希
藤永拓也
古川大希
仙北屋克昌
佐藤
領
田中沙季
菊地優祐
土井博輝
奥田菜月
原田
樹
原田宏貴
木許雄太
依藤
駿
佐々木恭平
池村郁哉
山添恵介

芝浦工業大学

東北大学
東北大学
芝浦工業大学員
京都工芸繊維大学
秋田大学
千葉工業大学
愛知工業大学
愛知工業大学
東北大学
東北大学
東北大学
関西大学
東京医科歯科大学
芝浦工業大学
国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構
熊本大学
国立室蘭工業大学
室蘭工業大学
苫小牧工業高等専門学校
兵庫県立大学
早稲田大学
東北大学
苫小牧工業高等専門学校
茨城大学
兵庫県立大学
北海道大学
北海道大学
東京理科大学
京都大学
大阪大学
京都大学
鹿児島大学
北海道大学
金沢大学
芝浦工業大学
大阪大学
東北大学
芝浦工業大学
筑波大学
東北大学
芝浦工業大学
群馬大学
群馬大学
大阪大学
東京理科大学
大阪市立大学
岩手大学
東北大学
山梨大学
北海道大学

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan

愛知教育大学
富山大学
九州大学
東京理科大学
東京工業大学
東京工業大学
筑波大学
東北大学
東北大学
東北学院大学
鹿児島大学
東北大学
北海道大学
北海道大学
東京工業大学
東京工業大学
東京工業大学
東京工業大学
北海道大学
北海道大学
北海道大学
東北大学
筑波大学
筑波大学
長岡技術科学大学
長岡技術科学大学
長岡技術科学大学
京都大学
長岡技術科学大学
山口東京理科大学
山口東京理科大学
芝浦工業大学
芝浦工業大学
京都大学
筑波大学
神戸大学
東北大学
三重大学
東京工業大学
筑波大学
東京工業大学
東北学院大学
筑波大学
熊本大学
名古屋工業大学
名古屋工業大学

東北大学
東北学院大学
北海道大学
大阪大学
東北学院大学
芝浦工業大学
仙台高等専門学校
同志社大学
兵庫県立大学
北海道大学
京都大学
熊本大学
群馬大学
信州大学
東北大学
東北大学
東北大学
北海道大学
北海道大学
同志社大学
信州大学
北海道大学
東京大学
北海道大学
大阪市立大学
北海道大学
芝浦工業大学
東京工業大学大阪大学
名古屋工業大学
名古屋工業大学
東京大学
大阪大学
名古屋工業大学
大阪府立大学
名城大学
東北学院大学
北海道大学
大阪大学
大阪大学
兵庫県立大学
東京工業大学
神戸大学
大阪大学
東京工業大学大阪大学斉 藤 拓 朗 東京工業大学
松 岡 直 希 大阪大学
森口
敦 大阪大学
塩 澤 卓 海 信州大学
大 野 美 咲 東北学院大学
金 子 拓 実 北海道大学
矢 尾 達 海 東京工業大学
島 田 克 行 早稲田大学
田 中 翔 梧 信州大学
嶋 田 怜 朗 早稲田大学
小 島 修 輔 秋田県立大学
高 畑 太 朗 大阪府立大学
前 原 沙 耶 筑波大学
山 下 麻 衣 北海道大学
高原裕治郎 名古屋工業大学
山中アルヴィン 大阪府立大学
荒 井 伸 亮 東海大学
高 坂 天 翔 東北大学
佐藤文 神戸大学池 田 裕 樹 東北大学
稲 永 航 平 九州工業大学
鈴 木 飛 翔 九州大学
向 野 廉 司 九州工業大学

小林秀樹
木村翔吏
SU YI
風間裕貴
水口将輝
住川裕晃
吉岡秀樹
原口靖史
村末
創
稲垣
逹
高岸佳治
藤本真也
高野
航
角田直樹
前島加奈
高橋智哉
下川航平
中野晴秋
畠山拓也
中村晃徳
千代田健佑
宮城俊美
岩崎旭紘

筑波大学
群馬工業高等専門学校
京都大学
九州工業大学
九州工業大学
東北大学
九州大学
北海道大学
東京工業大学
室蘭工業大学
広島大学
大阪府立大学
大阪府立大学
東京工業大学
大阪府立大学
金沢大学
東北大学
金沢大学
東北大学
久留米工業高等専門学校
東北大学
東北大学

山崎華子
松永一努
山口直也
宮浦
潤
糸田和規
上村尚暉
井上将利
北原優樹
田澤
匠
原
優哉
二艘木健太
堀川
椋
小室慎也
柿本遵史
菅
卓海
渡辺克也
市川大樹
中園智晴
馬原侑太
岩本葉月
三好康介
黒津啓太

北見工業大学名古屋大学
長岡技術科学大学
東北大学
東北大学
筑波大学
東海大学
東京大学
東京都市大学
九州工業大学
愛媛大学
芝浦工業大学東北大学
九州工業大学
東北大学
東北大学
芝浦工業大学
名古屋大学
東海大学
名古屋大学
大阪大学
大阪大学

徳島大学

外国一般会員東北大学
Liu YiXin
Luckabauer Martin 東北大学
YANG Jieren Northwestern Polytechnical

University

NGUYEN Tien Quang 大阪大学
張永 政 高知工科大学
SAHA Ashim 大阪大学
Ryu Wookha 学際科学フロンティア研究所

DONG Zhanji 国立研究開発法人物質・材料研究機構
OSUNKWO STEPHEN姜昊 辰 東北大学
唐一 翔 北海道大学
張 新ゲン 東北大学高
杭 賢 東京工業大学
カエサリオ ペトルス 東京工業大学
陳誉 元 東北大学蘭
小 東 京都大学
李
家 翔 東北大学
ZHANG Shenghua 北海道大学
LABIB FARID 東北大学
李浩 歌 東北大学

楊程 東北大学陳明 曦 東北大学李智 東京工業大学
東北大学
WU JUN方冰 川 東北大学
Nam Cheolhee 京都大学
Kunming University of
Shi Lei

EZENWATA COMPD. UMUEZE UGA,ANAMBRA STATE

外国学生会員Zhang Bingjie 京都大学
ONG FEI SHEN 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

孟浩 男 東北大学高
飛 広島大学朱伝 奇 東北大学
胡寛 侃 東北大学
Wang Qiang East China University of
Science and Technology

李
弘 毅 東北大学
BILLAUT Leo 東北大学

Science and Technology

Lusha Tian

xi'an technologica university～事務局より～会員の皆様で本会に登録している Email アドレスに変更が生じた場合は，会員マイページへのアクセスが出来なくなりますので，事務局(member＠jim.or.jp)まで，お知らせ下さいますよう
お願いいたします．



本 会 記 事

行
開催日

事

カ

名称・開催地・掲載号

レ

ン

主催

ダ

ー 太字本会主催(ホームページ掲載)
問合先

締切

月
3～5

第21回 XAFS 討論会(北大)日 本 XAFS 研 究 TEL 011
7069113会
xafs＠pcat.cat.hokudai.ac.jp
https://pcat.cat.hokudai.ac.jp/xafs

事前
8.10

3～5

第12回インキュベーションホール(御殿場)

応用物理学会プラ http://annex.jsap.or.jp/plasma/PE_files/
ズマエレクトロニ PE_SS_2018/
クス分科会

定員
60名

4～5

2018電気化学セミナー 3「初心者のための電気化学測定法―実習編」
（東工大）

電気化学会

4～5

第34回分析電子顕微鏡討論会（幕張メッセ）日本顕微鏡学会

4～6

サマースクール2018 in 東京「非線形有限要素法
による弾塑性解析の理論と実践」(中央大)4～6

第20回日本感性工学会大会（東京大）

関東支部講習会 材料データベースの最前線―何がどこにどれだけあるの―(東大)(号
頁)

～

高温変形の組織ダイナミクス研究会「平成年度
夏の学校」（武雄）(号頁)

TEL 0338688957
nonlinearfem＠grp.tohoku.ac.jp
http://www.jsces.org/
日本感性工学会
TEL 0336668000 jske＠jske.org
http://www.jske.org/taikai/jske20
関東支部
nakaya＠wood3staff.t.utokyo.ac.jp
TEL/FAX 0358417107
No. 76  高 温 変 TEL/FAX 0172393643
形の組織ダイナミ mineta＠hirosakiu.ac.jp
クス研究会

5～7

日本セラミックス協会第 31 回秋季シンポジウム
(名工大)

6～7

第 9 回塗装入門講座(東京)10～12

平成 30 年度資源・素材関係学協会合同秋季大会
(福岡)

13

腐食防食部門委員会第324回例会(大阪)13

第231回塑性加工技術セミナー「金属材料の組織解析と表面分析の基礎(装置見学付)」(東工大)

13～14

第43回複合材料シンポジウム(富山)

13～15

14




18～19
19～20

～




TEL 0332344213
ecsj＠electrochem.jp
http://electrochem.jp/promotion/index.html
TEL 0774383057
bunseki34＠eels.kuicr.kyotou.ac.jp
http://eels.kuicr.kyotou.ac.jp/bunseki2018/

日本計算工学会

日本セラミックス TEL 033362
5232 fall31＠cersj.org
協会
http://www.ceramic.or.jp/igsyuki/31/
日本塗装技術協会 TEL 036228
1711
tosoujimukyoku＠jcot.gr.jp
資源・素材学会
info＠mmij.or.jp
https://confit.atlas.jp/guide/event/mmij2018b/top?lang＝ja
日本材料学会TEL 0757615321
jimu＠jsms.jp http://www.jsms.jp
日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

日本複合材料学会 TEL 035981
6011 jscm＠asas š mail.jp
http://www.jsms.jp
第15回日本熱電学会学術講演会(東北大)
日本熱電学会
http://www.thermoelectrics.jp/conference.html
TEL 0528091806
t_takeuchi＠toyotati.ac.jp
レアメタル研究会（東大生産技研）（本号462頁） レアメタル研究会 TEL 035452
6314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_ j.html
第回若手研究グループ「量子ビーム散乱測定に 日本金属学会・若 morooka＠post.j
parc.jp
よる金属組織形成過程のマルチスケール解析研 手 研 究 グ ル ー プ究」(東北大)(本号頁)
No.4
第40回安全工学セミナー物質危険性講座(東京)
安全工学会
TEL 0362062840 jsse2004＠nifty.com
http://www.jsse.or.jp
第32回初心者のための疲労設計講習会(東京)
日本材料学会TEL 0757615321 jimu＠jsms.jp
http://www.jsms.jp
日本金属学会秋期講演大会(東北大学川内北キャ 日本金属学会
TEL 0222233685 FAX 0222236312
ンパス・仙台国際センター)(仙台)（本号頁)
annualm＠jim.or.jp
自動車の革新を支える材料技術の最新動向(東北 日本金属学会
TEL 0222233685 stevent＠jim.or.jp
大)(本号
頁)



若手科学者へ贈る研究のヒント～未踏領域へ到達するために～(東北大)(本号頁)

日本金属学会TEL 0222233685

20

JST 産学共創基礎基盤研究プログラム「ヘテロ構造制御」公開シンポジウムヘテロ構造制御で起こすイノベーション―構造用金属材料の新指導原理―(東北大)
第回ランチョンセミナー(東北大)(本号頁)

日本鉄鋼協会他

TEL 0332387682 kyousou＠jst.go.jp
http://form.jst.go.jp/enquetes/hetero2018sympo

日本金属学会20～21

軽金属基礎技術講座「アルミニウムの製造技術」
(掛川)

軽金属学会




日本金属学会・日本鉄鋼協会第回女性会員のつどい(東北大)(本号頁)

日本金属学会

平成年度秋季 全国大学材料関係教室協議会講演会(東北大)(本号頁)

日本金属学会TEL 0222233685 FAX 0222236312
stevent＠jim.or.jp
TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/
TEL 0222233685 FAX 0222236312
rieume＠imr.tohoku.ac.jp
TEL 0222233685

26～28

第 6 回若手研究者および技術者のための高温強度講習会(実習付き)(神戸)

日本材料学会27

第 77 回技術セミナー大気腐食評価技術と対策(東京)

腐食防食学会

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan

8.20

事前参加
8.24

8.21

事前
7.13
定員
80名

定員
40名

9.10

定員
60名

stevent＠jim.or.jp

TEL 0757615321 jimu＠jsms.jp
http://www.jsms.jp/
TEL 0338151161
naito1130033＠jcorr.or.jp
http://www.jcorr.or.jp/

定員
50名

申込
7.20
定員
70名




開催日
月
4～5

4～5

～

5

名称・開催地・掲載号

主催

第 9 回社会人のための表面科学ベーシック講座(東京理科大)日本表面科学会

問合先

TEL 0338120266 office＠jvss.jp
https://www.jvss.jp
第11回トライボロジー入門西日本講座(兵庫県立 日 本 ト ラ イ ボ ロ TEL 033434
1926
大)
ジー学会
jast＠tribology.jp
http://www.tribology.jp
平成
年度材料セミナー「電子顕微鏡による組織 関西支部
TEL 0664435326 FAX 0664435310
観察・分析の基礎と応用」(大阪府大)(号頁)
nkansai＠ostec.or.jp
第109回シンポジウム「金属学研究者と技術者の 軽金属学会
TEL 0335380232
ための 3D プリンタ科学・技術・造形事例」(千http://www.jilm.or.jp/
葉工大)

6, 12.8

CEPRO2018関西(龍谷大他)

9 ～12

EcoBalance 2018
(東京)

10～11

第46回ガスタービン学会定期講演会(鹿児島)

10～12

第37回電子材料シンポジウム（EMS37）（長浜） 電子材料シンポジ TEL 066879
7548
ウム運営実行委員 tatebaya＠mat.eng.osakau.ac.jp
会
http://ems.jpn.org/
第37回エレクトロセラミックスセミナー(川崎)日本セラミックス TEL 0936956025
協会
tmiya＠life.kyutech.ac.jp
http://www.ceramic.or.jp/bdenshi/
第 9 回材料電磁プロセッシング国際シンポジウ 日本鉄鋼協会
TEL 0336695932 ryo＠isij.or.jp
ム(EPM2018)(兵庫)
http://www.epm2018.org/index.html
物質・材料研究機 nimsweek＠nims.go.jp
NIMS 学術シンポジウム(東京)構
http://www.nims.go.jp/nimsweek/

12

14～18
15

第13回エコバランス国際会議

NIMS ショーケース(東京)16～17

第34回疲労シンポジウム(京都)16～19

第 4 回材料 WEEK(京都)17

第235回西山記念技術講座
発と今後の展望(名古屋)

特殊鋼棒線の技術開

日本鉄鋼協会

17

第 2 回 EBSD 法による損傷評価講習会（京都）

日本材料学会17～18

第33回初心者のための疲労設計講習会(京都)

日本材料学会18～19

第66回表面科学基礎講座(阪大)18～19

キャビテーションに関するシンポジウム(第 19回)(北大)

19

NIMS ラボ公開(つくば)19

第15回フラクトグラフィシンポジウム（京都）19～20

第 77 回塑性加工技術フォーラム「金型寿命向上に向けたセンシング技術採用の方向性」(諏訪)24

第236回西山記念技術講座
発と今後の展望(東京)25～26

第54回 X 線分析討論会(東京理科大)

25～27

結晶塑性の原子過程に関する国際シンポジウム―
結晶強度の定量的理解に向けて―(東大)(3 号130頁)



日本金属学会東北支部地区講演会(弘前大)(本号
頁)

27～28
29～31

第69回塑性加工連合講演会(熊大)日本学術振興会産 TEL 035452
6111
学協力第 133 委員 yasushi＠iis.utokyo.ac.jp
会
http://www.apcp.iis.utokyo.ac.jp
東北支部
TEL 0177353362
kobatake＠hirosakiu.ac.jp
日本塑性加工学会 http://www.jstp.jp/

第65回材料と環境討論会(富山)

腐食防食学会29～31

第 39 回 超音波エレクトロニクスの基礎と応用に関するシンポジウム(同志社大)

超音波エレクトロ TEL 042
4435166
ニクス協会
h.nomura＠uec.ac.jp
http://www.usejp.org/



9.27
定員
65名
定員
12名
定員
60名

日本セラミックス TEL 033362
5231
協会教育委員会他 cersjkyouiku＠cersj.org
http://www.ceramic.or.jp
日本 LCA 学会
TEL 0452287696
ecoBalance2018＠ilcaj.org
http://www.ecobalance2018.org/
日本ガスタービン gtsj
desk＠gtsj.org
学会
http://www.gtsj.org/

16

特殊鋼棒線の技術開

締切

定員
60名

物質・材料研究機 nimsweek＠nims.go.jp
構http://www.nims.go.jp/nimsweek/
日本材料学会TEL 0757615321 jimu＠jsms.jp
http://fatigue.jsms.jp
日本材料学会TEL 0757615321
http://jsms.jp/

TEL 0336695933 educact＠isij.or.jp
https://www.isij.or.jp/
TEL 0757615321
jimu＠jsms.jp
http://www.jsms.jp/

TEL 0757615321
http://www.jsms.jp
日本表面真空学会 TEL 033812
0266
office＠jvss.jp
http://www.jvss.jp/

jimu＠jsms.jp

8.24
定員
40名
定員
50名

10.11

日本学術会議第三 TEL 011
7066430(直通)部
masao.watanabe＠eng.hokudai.ac.jp
http://cavitation19.sakura.ne.jp/index.html
物質・材料研究機 nimsweek＠nims.go.jp
構http://www.nims.go.jp/nimsweek/講演
6.4

fractosym＠jsms.jp
http://www.jsms.jp/
日 本 塑 性 加 工 学 http://www.jstp.or.jp
会・諏訪圏工業メッ セ 2018 実 行 委
員会

講演
7.6
定員
70名

日本材料学会TEL 0336695933 educact＠isij.or.jp
https://www.isij.or.jp/
日 本 分 析 化 学 会 TEL 035228
8266
X 線 分 析 研 究 懇 inakai＠rs.kagu.tus.ac.jp
談会

日本鉄鋼協会TEL 0338151161
ysm.hng1130033＠jcorr.or.jp
https://www.jcorr.or.jp/

講演
7.27

8.22

講演
7.23

本 会 記 事

開催日

名称・開催地・掲載号

主催

30～11.2

The 13th International Symposium on Advanced 日本実験力学会
Science and Technology in Experimental
Mechanics(Taiwan)

31～11.2

第47回結晶成長国内会議(JCCG47)(仙台)

月
2

問合先

TEL 0253689310
officejsem＠clg.niigatau.ac.jp
http://201813thisem.webnode.tw/
日本結晶成長学会 TEL 070
50473339 jccg47＠jacg.jp
http://www.jacg.jp/jp/event/2018/jccg
47/

平成 30 年度日本セラミックス協会 資源・環境
関連材料部会講演・討論会「これからの社会を支える『低環境負荷技術』を考える」(東京)

日本セラミックス TEL 092
9257722
協会
sakamoto＠fitc.pref.fukuoka.jp

3～4

第25回機械材料・材料加工技術講演会(山形大)

日本機械学会

3～8

第 8 回実用表面分析国際シンポジウム(PSA19)(札幌)

表面分析研究会

6～7

第158回塑性加工学講座「塑性加工屋にわかる材
料知識～鉄系編～」(東京)

7

日本希土類学会第36回講演会(東京)

日本希土類学会

軽金属学会第135回秋期大会(芝浦工大)

軽金属学会

9

9

9 ～11
11～16




12～14




13～14

13～15
15

16

26
26～28

TEL 0238263197
furukawa＠yz.yamagatau.ac.jp
http://www.jsme.or.jp/conference/
mpdconf18/

secretarypsa19＠sasj.jp
http://www.sasj.jp/PSA/PSA19/index.html
日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

TEL 0668797352
kidorui＠chem.eng.osakau.ac.jp
http://www.kidorui.org/lecture.html
レアメタル研究会（東大生産技研）（本号462頁） レアメタル研究会 TEL 035452
6314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_j.html
第 21 回ミレニアム・サイエンスフォーラム(東 ミレニアム・サイ TEL 036732
8966
京)
エンス・フォーラ msf＠oxinst.com
ム
http://www.msforum.jp/
TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/
第14回核破砕材料技術国際ワークショップ( 14th JPARC センター TEL 0992858265
International Workshop on Spallation Materials
ksato＠mech.kagoshimau.ac.jp
Technology, IWSMT14)(いわき)
第回ヤングメタラジスト研究交流会(横浜)(本 関東支部
yutaro_ota＠ihi.co.jp号頁)
https://rme.mm.t.utokyo.ac.jp/ym2018/
第13回日本磁気科学会年会(東北大）
日本磁気科学会
TEL 0222152017
mogi＠imr.tohoku.ac.jp
http://www.magnetoscience.jp/index.html
平成
年度材料セミナー「技術者のための鉄鋼材 関西支部
TEL 0664435326 FAX 0664435310
料入門」(大阪)(号頁)
nkansai＠ostec.or.jp
第 12 回状態図・熱力学セミナー(東京)(本号 461 日 本 学 術 振 興 会 TEL 029
8592628頁)
第 172 合金状態図 abe.taichi＠nims.go.jp
委員会
http://www.nims.go.jp/CSMD/members/
Seminar/12thPDSeminar.htm
第39回日本熱物性シンポジウム(名古屋)
日本熱物性学会
TEL 0357342435 jstp＠op.titech.ac.jp
http://jstpsymp.org/symp2018/index.html
実用表面分析セミナー2018(神戸大)
日本表面真空学会 TEL 066466
6483 suehiro＠scas.co.jp
関西支部
http://www.sssj.org/Kansai/kansai_
jitsuyou21.html
第 47 回 薄膜・表面物理基礎講座( 2018 )データ 応 用 物 理 学 会 薄 TEL 033828
7723 igarashi＠jsap.or.jp
サイエンスを活用した固体材料・表面研究の最前 膜・表面物理分科 http://www.jsap.or.jp/
線(東京理科大)会
第70回白石記念講座「AI(人工知能)，ビッグデー 日本鉄鋼協会
TEL 0336695933 educact＠isij.or.jp
タが拓く鉄鋼の未来を考える」(早稲田大)https://www.isij.or.jp/muriv6uyn
第59回高圧討論会(岡山理科大）日本高圧力学会
TEL 07055453188
touronkai59＠highpressure.jp
http://www.highpressure.jp/new/59forum/

27～28

国際シンポジウム「先進自動車製造技術における接合技術」JAAA2018(Joining Technologies inAdvanced Automobile Assembly 2018)(北九州)

29～30
29～30

第26回新粉末冶金入門講座(京都工芸繊維大)TEL 0358254073
jaaa2018＠tg.rim.or.jp
http://www.jwri.osakau.ac.jp/～conf/
jaaa2018/index.html
粉体粉末冶金協会 TEL 075
7213650 inoue＠jspm.or.jp

第51回安全工学研究発表会(金沢)

安全工学会

29～30

電気加工学会全国大会(2018)(阪大)

電気加工学会


～


平成
年度材料セミナー「材料系のための第一原理マテリアルデザイン入門」(大阪大)(号頁)

関西支部

30

平成 30 年度溶接工学専門講座(阪大東京ブラン
チ)

溶接学会

30

第22回生体関連セラミックス討論会(東工大)

日本セラミックス seitai_21_entry＠bio.ceram.titech.ac.jp
協会
http://www.ceramic.or.jp/bseitai/
symposium/22th_Symp.html

ま て り あ 第57巻 第 9 号(2018)Materia Japan

締切

溶接学会

定員
60名

10.17

参加予約
10.4

定員
55名

事前参加
9.28

定員
100名

講演
7.10
申込
11.12

11.16

TEL 0362062840 jsse2004＠nifty.com
http://www.jsse.or.jp
watanabe＠triosaka.jp
TEL 0725512954
http://www.jseme.or.jp/

TEL 0664435326 FAX 0664435310
nkansai＠ostec.or.jp
TEL 0358254073 jwsinfo＠tg.rim.or.jp
http://www.jweld.jp/

定員
20名
定員
50名
講演
10.1




開催日
月
5

名称・開催地・掲載号

主催

エコデザイン・プロダクツサービスシンポジウ
ム 2018(EcoDePS2018)(早稲田大)

5～7

第44回固体イオニクス討論会(京大)6～7

平成30年度磁性流体連合講演会(藤沢)6～7

第56回高温強度シンポジウム(石垣）10～11

日常的な分析業務における JIS 並びに ISO 規格の利用―表面分析実用化セミナー'18―


年月
レアメタル研究会(東大生産技研）(本号462頁）
11

26

第24回高専シンポジウム in Oyama(小山高専）

29～30

Mate2019 第 25 回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム(横浜)

問合先

締切

エコデザイン学会 secretariat＠ecodenet.com
連合
http://ecodenet.com/EcoDePS2018/
日本固体イオニク TEL 075
7536850
ス学会
yamamoto.kentaro.4e＠kyotou.ac.jp
https://ssi2018.sympsiumhp.jp
磁性流体研究連絡 yukinori.noguchi＠ichinen
chem.co.jp
会
http://jsmfr.on.arena.ne.jp/jsmfr2018.html
日本材料学会TEL 0757615321
http://www.jsms.jp/
表面分析研究会

講演
9.10

nagatomi.td＠om.asahikasei.co.jp
http://www.sasj.jp/

11.23

レアメタル研究会 TEL 035452
6314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_ j.html
高専シンポジウム TEL 028520
2141
協議会他
senkou＠oyamact.ac.jp
スマートプロセス TEL 066878
5628 mate＠spsmste.jp
学会他
http://spsmste.jp/mate/


年月
レアメタル研究会（東大生産技研）（本号462頁） レアメタル研究会 TEL 035452
86314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_ j.html
～
日本金属学会春期講演大会（東京電機大学東京千 日本金属学会
TEL 0222233685 FAX 0222236312
住キャンパス）（東京）
annualm＠jim.or.jp
年月
世界水素技術会議2019(東京)
水素エネルギー協 TEL 029
2～7
8618712 org＠whtc2019.jp
会
http://whtc2019.jp

年月

～

国際会議(PRICM10)(中国西安)(号頁)
中国金属学会
pricm10＠csm.org.cn
http://www.pricm10.com/

年月

～

日本金属学会秋期講演大会（岡山大学津島キャン
パス）（津島）日本金属学会2017, 2018年度会報編集委員会
委員
長
副 委 員 長
委
員

山本剛久
大塚
誠
赤瀬善太郎
上田恭介
木口賢紀
佐々木秀顕
芹澤
愛
田中康弘
寺西
亮
中島孝一
本間智之
森戸春彦
李
海文

足立
望
梅津理恵
北村一浩
佐藤紘一
高木成幸
田辺栄司
寺本武司
仲村龍介
水本将之
諸岡
聡
和田
武

ま て り あ 第巻 第号（） 発行日
発行所



安達正芳
榎木勝徳
高坂典晃
佐藤幸生
竹田
修
趙
研
土井康太郎
野山義裕
宮崎秀俊
山中謙太

2018年 9 月 1 日

公益社団法人日本金属学会〒9808544 仙台市青葉区一番町一丁目1432
TEL 0222233685 FAX 0222236312

発
印
発

概要
12.1
論文
3.1

TEL 0222233685 FAX 0222236312
annualm＠jim.or.jp(五十音順，敬称略）

池尾直子
大野直子
近藤亮太
下島康嗣
武田雅敏
佃
諭志
永井
崇
萩沢武仁
宮澤知孝
横山賢一

池田賢一
大森俊洋
齊藤敬高
杉浦夏子
田中智仁
堤
祐介
長岡
亨
長谷川 誠
森田敏之
吉矢真人

石本卓也
小幡亜希子
榊
浩司
杉田一樹
田中秀明
寺井智之
中川鉄水
春本高志
盛田元彰
吉年規治

定価(本体,円＋税)送料円
年間機関購読料金,円(税・送料込)
行 人 山村英明
刷 所 小宮山印刷工業株式会社
売 所 丸善雄松堂株式会社〒1600002 東京都新宿区四谷坂町 1010

本 会 記 事

平成30年 9 月 1 日発行「まてりあ」